CELEX: 42010X0831(04)
Language: hu
Date: 2010-08-31 00:00:00
Title: Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ–EGB) 43. számú előírása – Egységes rendelkezések biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelésének jóváhagyásáról

31.8.2010   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 230/119
            
         A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti szövegei rendelkeznek. Ennek az előírásnak a státusza és hatálybalépésének időpontja az ENSZ-EGB TRANS/WP.29/343 sz. státuszdokumentumának legutóbbi változatában ellenőrizhető a következő weboldalon:
   http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
   Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ–EGB) 43. számú előírása – Egységes rendelkezések biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelésének jóváhagyásáról
   Tartalmaz minden olyan szöveget, amely az alábbi időpontig érvényes volt:
   Az előírás eredeti változatának 12. kiegészítése – hatálybalépés dátuma: 2009. október 24.
   TARTALOMJEGYZÉK
   ELŐÍRÁS
   
               1.
            
            Alkalmazási kör
         
               2.
            
            Fogalommeghatározások
         
               3.
            
            Jóváhagyási kérelem
         
               4.
            
            Jelölések
         
               5.
            
            Jóváhagyás
         
               6.
            
            Általános előírások
         
               7.
            
            Különös előírások
         
               8.
            
            Vizsgálatok
         
               9.
            
            Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagtípus jóváhagyásának módosítása vagy kiterjesztése
         
               10.
            
            A gyártás megfelelősége
         
               11.
            
            Szankciók nem megfelelő gyártás esetén
         
               12.
            
            Átmeneti rendelkezések
         
               13.
            
            A gyártás végleges leállítása
         
               14.
            
            A jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok és a jóváhagyó hatóságok nevei és címei
         MELLÉKLETEK
   
               1. melléklet –
            
            Értesítés a biztonsági üvegezésre alkalmas anyagtípus jóváhagyásáról (vagy a jóváhagyás kiterjesztéséről, elutasításáról vagy visszavonásáról vagy gyártásának végleges leállításáról) a 43. sz. előírás szerint
         
               1A. melléklet –
            
            Értesítés járműtípus biztonsági üveg tekintetében történő jóváhagyásának megadásáról (vagy a jóváhagyás kiterjesztéséről, elutasításáról, visszavonásáról vagy gyártásának végleges leállításáról)
         
               2. melléklet –
            
            Az alkatrész-jóváhagyási jelek elrendezése
         
               2A. melléklet –
            
            A járművek jóváhagyási jeleinek elrendezése
         
               3. melléklet –
            
            Általános vizsgálati feltételek
         
               4. melléklet –
            
            Edzett üvegből készült szélvédők
         
               5. melléklet –
            
            Egyenletesen edzett ablaküvegek
         
               6. melléklet –
            
            Közönséges rétegelt üvegből készült szélvédők
         
               7. melléklet –
            
            Nem szélvédők céljára szolgáló rétegelt ablaküvegek
         
               8. melléklet –
            
            Kezelt rétegelt szélvédőüvegek
         
               9. melléklet –
            
            Belső oldalukon műanyaggal fedett biztonsági ablaküvegek
         
               10. melléklet –
            
            Üveg–műanyag szélvédőüvegek
         
               11. melléklet –
            
            Nem szélvédők céljára szolgáló üveg–műanyag táblák
         
               12. melléklet –
            
            Kettős üvegezésű egységek
         
               13. melléklet –
            
            Szélvédők csoportosítása jóváhagyási vizsgálathoz
         
               14. melléklet –
            
            Nem szélvédők céljára szolgáló merev üveg–műanyag üvegezés
         
               15. melléklet –
            
            Nem szélvédők céljára szolgáló hajlékony műanyag üvegezés
         
               16. melléklet –
            
            Merev műanyag kettős üvegezésű egység
         
               17. melléklet –
            
            A szegmensmagasságok mérése és az ütési pontok helyzete
         
               18. melléklet –
            
            Eljárások az M1 kategóriájú járművek szélvédői V pontokhoz viszonyított vizsgálati területeinek a meghatározására
         
               19. melléklet –
            
            Eljárás a H pont és a járműben utazó személy törzse különböző üléshelyzetekben bezárt tényleges dőlésszögének meghatározására
         
               20. melléklet –
            
            A gyártás megfelelőségének ellenőrzése
         
               21. melléklet –
            
            A biztonsági üvegezés járművekbe való beszerelésére irányadó rendelkezések
         1.   ALKALMAZÁSI KÖR
   Ezen előírás a következőkre vonatkozik:
   
               a)
            
            
               a szélvédő vagy más üvegtáblák formájában vagy térelválasztóként az L, M, N, O és T kategóriájú járművekbe (1) való beszerelésre szánt, biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok;
            
         
               b)
            
            
               az M, N és O kategóriájú járművek ezen anyagok beszerelése tekintetében,
            
         mindkét esetben a világító és fényjelző berendezéseknek, a műszerfalak üvegezésének, a golyóálló üvegezésnek és a kettős ablakoknak a kizárásával.
   2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
   Ezen előírás alkalmazásában:
   
               2.1.
            
            
               „edzettüveg-tábla”: olyan, egyetlen üvegrétegből képzett üvegtábla, amelyet különleges hőkezelésnek vetettek alá a mechanikai szilárdság növelése és a törés utáni szilánkosodás szabályozása céljából;
            
         
               2.2.
            
            
               „rétegeltüveg-tábla”: olyan két vagy több üvegrétegből összeállított üvegtábla, amelynek rétegeit közbenső műanyagrétegek rögzítik egymáshoz. Ez lehet:
               2.2.1.   „közönséges”: ha a táblát alkotó egyik üvegréteg sem kezelt, illetve
               2.2.2.   „kezelt”: ha legalább az egyik összetevő üvegréteg hőkezelt a mechanikai szilárdság növelése és a törés utáni szilánkosodás szabályozása céljából;
            
         
               2.3.
            
            
               „műanyaggal fedett biztonsági ablaküveg”: a 2.1. és a 2.2. szakasz szerinti olyan üvegtábla, amelynek belső felületén műanyag réteg található;
            
         
               2.4.
            
            
               „üveg–műanyag tábla”: olyan, egy réteg üvegből és egy vagy több réteg műanyagból álló rétegeltüveg-tábla, amelynek legalább egyik műanyag rétege közbenső funkciót lát el. Az üvegezés beszerelésekor a műanyag réteg(ek)nek a belső felületen kell lennie;
            
         
               2.5.
            
            
               „műanyag üvegezés”: üvegezésre alkalmas olyan anyag, amely fő alkotóelemként egy vagy több nagy molekulatömegű szerves polimer vegyületet tartalmaz, késztermékként szilárd állagú, és gyártásának vagy feldolgozásának valamely szakaszában öntéssel formálható;
               2.5.1   „merev műanyag üvegezés”: olyan műanyag üvegezés, amely a hajlékonysági vizsgálat során (3. melléklet, 12. szakasz) függőleges irányban legfeljebb 50 mm-t hajlik;
               2.5.2.   „hajlékony műanyag üvegezés”: olyan műanyag üvegezés, amely a hajlékonysági vizsgálat során (3. melléklet, 12. pont) függőleges irányban legalább 50 mm-t hajlik;
            
         
               2.6.
            
            
               „kettős ablak”: a jármű ugyanazon nyílásába behelyezett különálló két táblából összeállított készlet;
            
         
               2.7.
            
            
               „kettős üvegezésű egység”: olyan két, gyárilag tartósan összeszerelt üvegtáblából álló egység, ahol az ablaktáblákat egyenletes rés választja el egymástól;
               2.7.1.   „szimmetrikus kettős üvegezés”: olyan kettős üvegezésű egység, amelynél az üvegezést alkotó két üvegtábla azonos típusú (edzett üveg, rétegelt üveg, merev műanyag), és ezek fő és/vagy másodlagos jellemzői azonosak;
               2.7.2.   „aszimmetrikus kettős üvegezés”: olyan kettős üvegezésű egység, amelynél az üvegezést alkotó két üvegtábla különböző típusú (edzett üveg, rétegelt üveg, merev műanyag), vagy ezek fő és/vagy másodlagos jellemzői eltérőek;
            
         
               2.8.
            
            
               „fő jellemző”: olyan jellemző, amely lényegesen megváltoztatja a biztonsági üvegezésre alkalmas anyag optikai és/vagy mechanikai tulajdonságait azon funkció tekintetében, amelyet az üvegtáblának a járműben be kell töltenie. A kifejezés az engedély jogosultja által megadott kereskedelmi nevekre vagy védjegyekre is kiterjed;
            
         
               2.9.
            
            
               „másodlagos jellemző”: olyan jellemző, amely jelentősen megváltoztathatja a biztonsági üvegezésre alkalmas anyag optikai és/vagy mechanikai tulajdonságait azon funkció tekintetében, amelyet az üvegtáblának a járműben be kell töltenie. Az ilyen változás jelentőségét a minőségi fokozat jelzőszáma jelzi;
            
         
               2.10.
            
            
               „minőségi fokozat jelzőszáma”: minden másodlagos jellemző tekintetében a gyakorlatban megfigyelt változásokra alkalmazható, kétfokozatú minősítő rendszer. Az „1”-es minőségi fokozatról a „2”-esre történő átmenet azt jelenti, hogy további vizsgálatok szükségesek;
            
         
               2.11.
            
            
               „a szélvédő kiterített területe”: azon legkisebb téglalap alakú üvegterület, amelyből a szélvédő legyártható;
            
         
               2.12.
            
            
               „a szélvédő dőlésszöge”: egyfelől egy függőleges vonal és másfelől a szélvédő felső és alsó szélén áthaladó egyenes vonal által bezárt szög, e két vonalnak a jármű hossztengelye mentén függőleges síkban kell lennie.
               
                           2.12.1.
                        
                        
                           A hajlási szög mérését vízszintes talajon álló járművön kell elvégezni, személyszállító járművek esetében a járműnek menetkész állapotúnak kell lennie, üzemanyaggal, hűtőfolyadékkal és kenőanyagokkal teljesen feltöltve, szerszámokkal és pótkerékkel (pótkerekekkel) felszerelve (ha a gyártó ezt mint szokásos tartozékot adja meg), figyelembe kell venni a járművezető tömegét, személyszállító járművek esetében pedig az első ülésen utazó egy utas tömegét, mindkettőt 75 ± 1 kg-mal számítva.
                        
                     
                           2.12.2.
                        
                        
                           Hidropneumatikus, hidraulikus vagy pneumatikus felfüggesztéssel vagy a terhelés függvényében a talaj feletti szabad magasságot automatikusan szabályozó szerkezettel ellátott járműveknél a mérést úgy kell elvégezni, hogy a jármű a gyártó által megadott szokásos üzemi állásban van;
                        
                     
         
               2.13.
            
            
               „szélvédőcsoport”: olyan különböző méretű és alakú szélvédők által alkotott csoport, amelynek bevizsgált mechanikai és törési tulajdonságai vannak, és ugyancsak vizsgálattal ellenőrzött a környezettel szembeni ellenálló-képessége;
               2.13.1.   „lapos szélvédő”: olyan szélvédő, amelynek névleges görbülete a szegmensmagasságtól számítva 10 mm/m-nél nagyobb értéket eredményez;
               2.13.2.   „hajlított szélvédő”: olyan szélvédő, amelynek névleges görbülete a szegmensmagasságtól számítva 10 mm/m-nél nagyobb értéket eredményez;
            
         
               2.14.
            
            
               „h jelű szegmensmagasság”: az üvegtábla belső felülete és a két szélén áthaladó sík között derékszögben mérhető legnagyobb távolság, amit az üvegfelülethez való rendes közelítéssel kell meghatározni (lásd a 17. melléklet 1. ábráját);
            
         
               2.15.
            
            
               „biztonsági üvegezésre alkalmas anyagtípus”: a 2.1–2.7. szakaszban meghatározott olyan üvegezés, amely különösen a 4–12. és 14–16. melléklet szerinti fő és másodlagos jellemzők tekintetében nem mutat lényeges eltéréseket.
               
                           2.15.1.
                        
                        
                           Ugyan a fő jellemzők változása azt jelenti, hogy a gyártmány új típusú, egyes esetekben azonban az alak és a méretek megváltozása nem követeli meg szükségszerűen a teljes körű vizsgálatsorozat végrehajtását. Az egyes mellékletek szerinti bizonyos vizsgálatokhoz az ablaküvegek egy csoportba sorolhatók, ha nyilvánvaló, hogy fő jellemzőik hasonlóak.
                        
                     
                           2.15.2.
                        
                        
                           Azonos típusúnak csak a másodlagos jellemzőkben megmutatkozó eltéréseket mutató ablaküvegek tekinthetők, bizonyos vizsgálatok azonban ilyen üvegmintákon is elvégezhetőek, ha e vizsgálatok a vizsgálati feltételekben kifejezetten elő vannak írva;
                        
                     
         
               2.16.
            
            
               „r görbület”: a szélvédő – ívének legnagyobb görbületű területén mért – legkisebb sugarának közelítő értéke;
            
         
               2.17.
            
            
               „HIC érték” (Head Injury Criteria, fejsérülési kritériumok): az ablaküveggel való tompa merőleges ütközésből eredő lassulási erők következtében keletkező koponya-, illetve agysérülést jellemző érték;
            
         
               2.18.
            
            
               „A vezető kilátását biztosító biztonsági üvegezésre alkalmas anyag”
               
                           2.18.1.
                        
                        
                           „A járművezető előre irányuló látómezejét biztosító, biztonsági üvegezésre alkalmas anyag”: a járművezető R pontján áthaladó és a hosszanti középsíkra merőleges sík előtt található valamennyi ablaküveg, amelyen keresztül a vezető láthatja az utat a jármű vezetése vagy kormányzása közben.
                        
                     
                           2.18.2.
                        
                        
                           „a járművezető hátsó látóterét biztosító, biztonsági üvegezésre alkalmas anyag”: a járművezető R pontján áthaladó és a hosszanti középsíkra merőleges sík mögött található valamennyi ablaküveg, amelyen keresztül a vezető láthatja az utat a jármű vezetése vagy kormányzása közben;
                        
                     
         
               2.19.
            
            
               „homályosító sötétítés”: az üvegezés olyan területe, amely meggátolja a fényátbocsátást;
            
         
               2.20.
            
            
               „árnyékoló szalag”: az üvegezés azon területei, melyek rendes átbocsátóképessége csökkentett;
            
         
               2.21.
            
            
               „átlátszó terület”: a teljes üvegezés területe, a homályosító sötétítés és az árnyékoló szalag kivételével;
            
         
               2.22.
            
            
               „napfénynyílás”: a teljes üvegezés területe, a homályosító sötétítés kivételével, de beleértve az árnyékoló szalagot;
            
         
               2.23.
            
            
               „közbenső réteg”: a rétegelt üvegezést alkotó rétegek összetartására használt anyag;
            
         
               2.24.
            
            
               „járműtípus”: a biztonsági üvegezés beszerelése tekintetében az olyan azonos kategóriájú járművek, amelyek nem térnek el egymástól lényegesen az alábbiak tekintetében:
               
                            
                        
                        
                           a gyártó,
                        
                     
                            
                        
                        
                           a gyártó által megadott típusmegjelölés,
                        
                     
                            
                        
                        
                           a tervezés és a megépítés lényeges szempontjai;
                        
                     
         
               2.25.
            
            
               „háttámladőlésszög”: az előírás 19. mellékletében meghatározott tervezési dőlésszög.
            
         3.   JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM
   3.1.   Ablaküvegtípusok jóváhagyása
   Az ablaküvegtípus jóváhagyására vonatkozó kérelmet a gyártó vagy annak a kérelem benyújtásának helye szerinti országban meghatalmazott képviselője nyújtja be.
   3.2.   Az ablaküvegtípusra vonatkozó minden kérelemhez három példányban mellékelni kell az alábbi dokumentumokat és a következő adatokat:
   
               3.2.1.
            
            
               az összes fő és másodlagos jellemzőt tartalmazó műszaki leírás, és
               
                           3.2.1.1.
                        
                        
                           ha nem szélvédőről, hanem más üvegezésről van szó, akkor legfeljebb A/4-es méretű vagy ilyenre összehajtogatott ábrák, a következő adatokkal:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       a legnagyobb terület,
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       a darab két szomszédos oldala közötti legkisebb szög,
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       adott esetben a legnagyobb szegmensmagasság.
                                    
                                 
                     
                           3.2.1.2.
                        
                        
                           szélvédők esetében:
                           
                                       3.2.1.2.1.
                                    
                                    
                                       azon szélvédőmodellek jegyzéke, amelyekre a jóváhagyást kérik, valamint a jármű gyártójának neve és a jármű típusa, illetve kategóriája,
                                    
                                 
                                       3.2.1.2.2.
                                    
                                    
                                       az M1 kategória esetében 1:1 vagy minden más kategória esetében 1:10 arányú rajzok és ábrák a szélvédőről és annak a járművön belüli elhelyezkedéséről, az alábbiak ábrázolásához kellő részletességgel:
                                       
                                                   3.2.1.2.2.1.
                                                
                                                
                                                   a szélvédő elhelyezkedése a vezetőülés R pontjához képest, adott esetben,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.2.
                                                
                                                
                                                   a szélvédő dőlésszöge,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.3.
                                                
                                                
                                                   a háttámla dőlésszöge,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.4.
                                                
                                                
                                                   azon mezők helyzete és mérete, amelyek optikai tulajdonságait vizsgálni kell, és adott esetben a különböző módon edzett terület,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.5.
                                                
                                                
                                                   a szélvédő kiterített területe,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.6.
                                                
                                                
                                                   a szélvédő legnagyobb szegmensmagassága,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.7.
                                                
                                                
                                                   a szélvédő legkisebb görbületi sugara (kizárólag a szélvédők csoportosításának céljaira).
                                                
                                             
                                 
                     
                           3.2.1.3.
                        
                        
                           Kettős üvegezésű egységek esetében legfeljebb A/4-es vagy ilyen méretre összehajtogatott rajzok, amelyeken a 3.2.1.1. szakasz szerinti információkon kívül szerepeltetni kell a következőket:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       a kettős üvegezést alkotó egyes ablaktáblák típusa,
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       a tömítés típusa,
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       a két ablaktábla közötti hézag névleges szélessége,
                                    
                                 
                     
         3.3.   Ezenkívül a kérelmezőnek elegendő számú próbadarabot és az érintett modellek kész üvegtábláiból mintát kell rendelkezésre bocsátania, ezek darabszámáról szükség esetén a vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálattal lehet megállapodni.
   3.4.   Járműtípus jóváhagyása
   A járműtípusnak a biztonsági üvegezés beszerelése tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó kérelmet a jármű gyártója vagy megfelelően meghatalmazott képviselője nyújtja be.
   3.5.   A kérelemhez három példányban csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, melyeknek tartalmaznia kell a következő adatokat:
   
               3.5.1.
            
            
               a jármű megfelelő méretarányú, az alábbiakat feltüntető rajza:
               
                           3.5.1.1.
                        
                        
                           a szélvédő helyzete a jármű R pontjához képest,
                        
                     
                           3.5.1.2.
                        
                        
                           a szélvédő dőlésszöge,
                        
                     
                           3.5.1.3.
                        
                        
                           a háttámla dőlésszöge,
                        
                     
         
               3.5.2.
            
            
               a szélvédő és minden más ablaküveg műszaki adatai, különösen:
               
                           3.5.2.1.
                        
                        
                           a felhasznált anyagok,
                        
                     
                           3.5.2.2.
                        
                        
                           jóváhagyási számok,
                        
                     
                           3.5.2.3.
                        
                        
                           az 5.5. szakaszban ismertetett további jelölések.
                        
                     
         3.6.   Egy, a jóváhagyásra benyújtott járműtípusra reprezentatív járművet át kell adni a jóváhagyási vizsgálat elvégzéséért felelős műszaki szolgálatnak.
   4.   JELÖLÉSEK
   
               4.1.
            
            
               Minden biztonsági üvegezésre alkalmas anyagon – beleértve a jóváhagyásra benyújtott mintákat és próbadarabokat is – fel kell tüntetni a gyártó kereskedelmi nevét vagy márkajelét az 1. melléklet 3. pontjában részletezettek szerint. A gyártott alkatrészeken fel kell tüntetni a fő gyártónak kiosztott, a 43. sz. EGB-előírás szerinti számot. A jóváhagyási jelnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie.
            
         5.   JÓVÁHAGYÁS
   5.1.   Ablaküvegtípusok jóváhagyása
   Amennyiben a jóváhagyásra benyújtott minták megfelelnek az előírás 6–8. szakaszában meghatározott követelményeknek, úgy a biztonsági üvegezésre alkalmas anyag szóban forgó típusára a jóváhagyást meg kell adni.
   5.2.   Jóváhagyási számot kell kijelölni minden egyes, az 5., 7., 11., 12., 14., 15. és 16. melléklet szerinti típusra, illetve szélvédők esetében minden jóváhagyott csoportra. Ennek első két számjegye a jóváhagyás időpontjában hatályos, az előírást lényeges műszaki tartalommal legutóbb módosító módosítássorozat száma (a változatlan eredeti előírás esetében 00).. A szerződő fél nem rendelheti ugyanazt a számot a biztonsági üvegezésre alkalmas anyag másik típusához vagy csoportjához.
   5.3.   A biztonsági üvegezésre alkalmas anyag egy típusának ezen előírás szerinti jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás kiterjesztéséről vagy elutasításáról értesíteni kell a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó szerződő feleket az ezen előírás 1. mellékletének – és függelékeinek – megfelelő nyomtatványon.
   
               5.3.1.
            
            
               Szélvédők esetében a jóváhagyásról szóló értesítéshez mellékelni kell egy dokumentumot, amely a jóváhagyott csoporthoz tartozó összes szélvédőtípust felsorolja a csoport jellemzőivel együtt, az 1. melléklet 8. függelékével összhangban.
            
         5.4.   Az előírás szerint jóváhagyott típusnak megfelelő valamennyi ablaküvegre és kettős üvegezésű egységre a 4.1. szakaszban előírt jelzések mellett, jól láthatóan fel kell erősíteni egy nemzetközi jóváhagyási jelet. Emellett felerősíthető minden olyan különleges jóváhagyási jel is, amelyet egy kettős üvegezésű egység minden üvegtáblájára alkalmazni kell. A jóváhagyási jelnek a következőket kell tartalmaznia:
   
               5.4.1.
            
            
               egy kör, benne az „E” betű és a jóváhagyó ország egyedi azonosítószáma (2)
               
            
         
               5.4.2.
            
            
               ezen előírás száma, amelyet egy „R” betű, egy kötőjel és a jóváhagyási szám követ az 5.4.1. szakaszban előírt kör jobb oldalán.
            
         5.5.   A fent leírt jóváhagyási jel közelében kell elhelyezni a további jelöléseket az alábbiak szerint:
   
               5.5.1.
            
            
               szélvédő esetében:
               
                           I.
                        
                        
                           edzett üvegre (I/P, ha bevonatos) (3)
                           
                        
                     
                           II.
                        
                        
                           közönséges rétegelt üvegre (II/P, ha bevonatos) (3)
                           
                        
                     
                           III.
                        
                        
                           kezelt rétegelt üvegre (III/P, ha bevonatos) (3)
                           
                        
                     
                           IV.
                        
                        
                           üveg–műanyag üvegezésre
                        
                     
         
               5.5.2
            
            
               
                           V.
                        
                        
                           70 %-nál kisebb rendes fényátbocsátású biztonsági ablaküvegek esetében
                        
                     
         
               5.5.3
            
            
               
                           VI.
                        
                        
                           kettős üvegezésű egység esetében
                        
                     
         
               5.5.4
            
            
               
                           VII.
                        
                        
                           olyan lassú járművek szélvédőjéhez használható, egyenletesen edzett ablaküvegek esetében, melyek kialakításuknál fogva nem képesek a 40 km/h sebesség túllépésére.
                        
                     
         
               5.5.5
            
            
               
                           VIII.
                        
                        
                           merev műanyag üvegezés esetében. Ezen túlmenően a megfelelő alkalmazást a következők jelölik:
                           
                                       /A
                                    
                                    
                                       előre néző betétek esetében
                                    
                                 
                                       /B
                                    
                                    
                                       oldalsó, hátsó és tetőüvegezésnél
                                    
                                 
                                       /C
                                    
                                    
                                       olyan helyek esetében, ahol a fejsérülés kizárt vagy esélye alacsony
                                       Emellett a 3. melléklet 4. pontjában leírt kopásállósági vizsgálatnak alávetett műanyag üvegezés esetében szükség szerint a következő jelöléseket is alkalmazni kell:
                                    
                                 
                                       /L
                                    
                                    
                                       a külső felületen 1 000 ciklus után legfeljebb 2 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os fényszórási eredményű üvegezés esetében (lásd 14. és 16. melléklet, 6.1.3.1. szakasz)
                                    
                                 
                                       /M
                                    
                                    
                                       a külső felületen 500 ciklus után legfeljebb 10 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os fényszórási eredményű üvegezés esetében (lásd 14. és 16. melléklet, 6.1.3.2. szakasz)
                                    
                                 
                     
         
               5.5.6
            
            
               
                           IX.
                        
                        
                           üveg–műanyag szélvédőüvegek esetében
                        
                     
         
               5.5.7
            
            
               
                           X.
                        
                        
                           merev műanyag kettős üvegezésű egység esetében. Ezen túlmenően a megfelelő alkalmazást a következők jelölik:
                           
                                       /A
                                    
                                    
                                       előre néző betétek esetében
                                    
                                 
                                       /B
                                    
                                    
                                       oldalsó, hátsó és tetőüvegezésnél
                                    
                                 
                                       /C
                                    
                                    
                                       olyan helyek esetében, ahol a fejsérülés kizárt vagy esélye alacsony
                                    
                                 A 3. melléklet 4. pontjában leírt kopásállósági vizsgálatnak alávetett műanyag üvegezés esetében szükség szerint a következő jelöléseket is alkalmazni kell:
                           
                                       /L
                                    
                                    
                                       a külső felületen 1 000 ciklus után legfeljebb 2 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os fényszórási eredményű üvegezés esetében (lásd 6. melléklet, 6.1.3.1. szakasz)
                                    
                                 
                                       /M
                                    
                                    
                                       a külső felületen 500 ciklus után legfeljebb 2 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os fényszórási eredményű üvegezés esetében (lásd 16. melléklet, 6.1.3.2. szakasz)
                                    
                                 
                     
         
               5.5.8
            
            
               
                           XI.
                        
                        
                           a nem szélvédő céljára szolgáló rétegelt üvegezés esetében.
                        
                     
         5.6.   A jóváhagyási jelnek és jelölésnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie. A további jelöléseket a jóváhagyási jelen belül kell kombinálni.
   5.7.   Ezen előírás 2. mellékletében példák találhatók a jóváhagyási jel elrendezésére.
   5.8.   Járműtípus jóváhagyása
   Ha az ezen előírás szerint jóváhagyásra benyújtott jármű megfelel az előírás 21. melléklete előírásainak, akkor a járműtípust jóvá kell hagyni.
   5.9.   Mindegyik jóváhagyott típushoz jóváhagyási számot kell rendelni. Ennek első két számjegye (jelenleg az előírás eredeti formájára vonatkozóan 00) a jóváhagyás kiadásának időpontjában az előírásban utoljára elvégzett fontosabb műszaki változtatásokat magában foglaló módosítássorozatot jelzi. A szerződő fél nem rendelheti ugyanazt a jóváhagyási számot a fenti 2.24. pontban meghatározott másik járműtípushoz.
   5.10.   Az előírás értelmében egy járműtípusra vonatkozó jóváhagyás megadásáról, kiterjesztéséről, elutasításáról vagy visszavonásáról, illetve gyártásának végleges leállításáról az előírás 1.A. mellékletében található mintának megfelelő formanyomtatványon értesíteni kell az 1958. évi megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó szerződő feleket.
   5.11.   Minden olyan járművön, amely megfelel az ezen előírás szerint jóváhagyott járműtípusnak, a jóváhagyási értesítésben megadott, könnyen hozzáférhető helyen jól látható módon fel kell tüntetni egy nemzetközi jóváhagyási jelet, amely a következőkből áll:
   
               5.11.1.
            
            
               egy kör, benne az „E” betű és a jóváhagyó ország egyedi azonosítószáma (4),
            
         
               5.11.2.
            
            
               ezen előírás száma, amelyet egy „R” betű, egy kötőjel és a jóváhagyási szám követ az 5.11.1. szakaszban előírt kör jobb oldalán.
            
         5.12.   Ha a jármű megfelel a megállapodáshoz mellékelt egy vagy több további előírás szerint abban az országban jóváhagyott járműtípusnak, amely ezen előírás alapján megadta a jóváhagyást, akkor a 5.11.1. szakaszban előírt jelet nem szükséges megismételni, ilyen esetben minden olyan előírás kiegészítő jelét, amelyek szerint a jóváhagyást megadták ugyanabban az országban, amely ezen előírás szerint is megadta a jóváhagyást, a fenti 5.11.1. szakaszban előírt jel jobb oldalán egymás alatt kell feltüntetni.
   5.13.   A jóváhagyási jelnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie.
   5.14.   A jóváhagyási jelet a gyártó által a járműre szerelt adattáblán vagy annak közelében kell elhelyezni.
   5.15.   Ezen előírás 2.A. mellékletében példák találhatók a jóváhagyási jelek elrendezésére.
   6.   ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
   
               6.1.
            
            
               Az összes üvegezésre alkalmas anyagnak, de különösen azoknak, amelyekből szélvédőket gyártanak, megfelelő minőségűnek kell lenniük ahhoz, hogy üvegtörés esetén a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a testi sérülés veszélyét. Az üvegezésre alkalmas anyagnak megfelelően ellenállónak kell lennie a rendes forgalomban valószínűleg bekövetkező váratlan eseményekkel szemben, továbbá a környezeti, hőmérsékleti viszonyokkal, vegyi hatásokkal, égéssel és kopással szemben.
            
         
               6.2.
            
            
               A biztonsági üvegezésre alkalmas anyagnak ezenkívül megfelelő mértékben átlátszónak kell lennie, az nem okozhatja a szélvédőn keresztül látott tárgyak észrevehető torzulását, és nem vezethet a közúti közlekedési jelek és jelzések színeinek összetévesztéséhez. A járművezetőnek még a szélvédő törése esetén is világosan látnia kell az utat ahhoz, hogy a járművét biztonságosan le tudja fékezni és meg tudja állítani.
            
         7.   KÜLÖNÖS ELŐÍRÁSOK
   Attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik, a biztonsági üvegezés minden típusának meg kell felelnie az alábbi külön követelményeknek:
   
               7.1.
            
            
               az edzett üveg anyagú szélvédők esetében a 4. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.2.
            
            
               egyenletesen edzett ablaküvegek esetében az 5. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.3.
            
            
               a közönséges rétegelt üvegből készült szélvédők esetében a 6. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.4.
            
            
               a nem szélvédők céljára szolgáló közönséges rétegelt ablaküvegek esetében a 7. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.5.
            
            
               a kezelt rétegelt szélvédőüvegek esetében a 8. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.6.
            
            
               a műanyaggal fedett biztonsági ablaküvegek esetében – a fentiekben felsorolt követelményeken túl – a 9. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.7.
            
            
               az üveg–műanyag szélvédőüvegek esetében a 10. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.8.
            
            
               a nem szélvédők céljára szolgáló üveg–műanyag táblák esetében a 11. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.9.
            
            
               a kettős üvegezésű egységek esetében a 12. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.10.
            
            
               merev műanyag üvegezés esetében a 14. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.11.
            
            
               a hajlékony műanyag üvegezés esetében a 15. mellékletben foglalt követelményeknek,
            
         
               7.12.
            
            
               a merev műanyag kettős üvegezésű egységek esetében a 16. mellékletben foglalt követelményeknek.
            
         8.   VIZSGÁLATOK
   8.1.   Ez az előírás az alábbi vizsgálatokat írja elő:
   8.1.1.   Szilánkostörés-vizsgálat
   A vizsgálat célja:
   
               8.1.1.1.
            
            
               annak ellenőrzése, hogy az üveg törése következtében keletkezett szilánkok és törött részek esetében minimálisra csökkenthető-e a sérülésveszély, és
            
         
               8.1.1.2.
            
            
               szélvédők esetében a szilánkos törés után fennmaradt látási viszonyok ellenőrzése.
            
         8.1.2.   Mechanikai szilárdság vizsgálata
   8.1.2.1.   Golyóbehatolási vizsgálat
   E vizsgálat végrehajtása kétféle módon történik, egy 227 g tömegű, illetve egy 2 260 g tömegű golyó segítségével:
   
               8.1.2.1.1.
            
            
               —   a 227 g-os golyóval végzett vizsgálat: a vizsgálat célja a rétegelt üveg közbenső rétege tapadásának és az egyenletesen edzett üveg, illetve a műanyag üvegezés mechanikai szilárdságának ellenőrzése.
            
         
               8.1.2.1.2.
            
            
               —   a 2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat: a vizsgálat célja a rétegelt üveg által a golyó behatolásával szemben tanúsított ellenállás ellenőrzése.
            
         8.1.2.2.   Fejformás ütésvizsgálat
   E vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy az üvegezés megfelel-e a sérülések korlátozására vonatkozó követelményeknek akkor, amikor a járművezető vagy az utas feje nekiütődik a szélvédőnek, a nem szélvédő céljára szolgáló rétegelt üveg vagy üveg–műanyag táblának, illetve az oldalsó ablakként használt kettős üvegezésű egységeknek.
   8.1.3.   Környezetállósági vizsgálat
   8.1.3.1.   Kopásállósági vizsgálat
   A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a biztonsági üvegezés kopásállósága meghalad-e egy bizonyos értéket.
   8.1.3.2.   Hőállóság vizsgálata
   E vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy keletkeznek-e buborékok, illetve egyéb hibák a rétegelt üveg vagy üveg–műanyag üvegezés közbenső rétegében, amennyiben ezek hosszabb ideig magasabb hőmérséklet hatásának vannak kitéve.
   8.1.3.3.   Besugárzással szembeni ellenállás vizsgálata
   E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sugárzásnak hosszabb ideig kitett rétegelt üveg, üveg–műanyag vagy műanyaggal fedett ablaküvegek fényátbocsátása jelentős mértékben csökken-e vagy jelentősen megváltozik-e az üvegezés színe.
   8.1.3.4.   Nedvességállóság vizsgálata
   E vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy a rétegelt üveg, az üveg–műanyag üvegezés vagy a műanyaggal, illetve merev műanyaggal fedett üvegtábla jelentősebb károsodás nélkül ellenáll-e a páratartalom hosszabb ideig tartó hatásának.
   8.1.3.5.   Hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás vizsgálata
   E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a fenti 2.3. és 2.4. szakasz szerinti biztonsági üvegezéshez alkalmazott műanyagok jelentős károsodás nélkül ellenállnak-e hosszabb időn keresztül a szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
   8.1.3.6.   Szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálata
   E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a műanyag biztonsági üvegezés ellenáll-e a szimulált időjárási viszonyoknak.
   8.1.3.7.   Keresztbe vágásos vizsgálat
   E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a merev műanyag üvegezés kopásálló bevonata kellően ellenálló-e.
   8.1.4.   Az optikai minőség jellemzői
   8.1.4.1.   A fényátbocsátás vizsgálata
   E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a biztonsági ablaküvegek rendes fényátbocsátása meghaladja-e az előírt értéket.
   8.1.4.2.   Az optikai torzítás vizsgálata
   E vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy a szélvédőn át látott tárgyak torzulása meghaladja-e azt a mértéket, amely már valószínűleg megzavarja a járművezetőt.
   8.1.4.3.   Kettős kép kialakulásának vizsgálata
   E vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy a másodlagos kép szögben történő elkülönülése az elsődleges képtől meghaladja-e a meghatározott értéket.
   8.1.4.4.   A színazonosság vizsgálata
   E vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy a szélvédőn keresztül nézve fennáll-e a színek összetévesztésének veszélye.
   8.1.5.   Égési viselkedés (tűzállóság) vizsgálata
   E vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy a fenti 2.3., 2.4. és 2.5. szakasz szerinti biztonsági üvegezésre alkalmas anyag égési sebessége kellően alacsony-e.
   8.1.6.   Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata
   E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a 2.3., 2.4. és 2.5. szakasz szerinti biztonsági üvegezésre alkalmas anyag képes-e károsodás nélkül ellenállni a járművön rendszerint előforduló vagy az abban használatos vegyi eredetű anyagok (pl. tisztítószerek stb.) hatásainak.
   8.1.7.   Hajlékonysági és hajtogatási vizsgálat
   E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a műanyag üvegezési anyag a merev vagy hajlékony kategóriába tartozik-e.
   8.2.   Az előírás 2.1–2.5. szakasza szerinti kategóriákba tartozó üvegezésre alkalmas anyagokra előírt vizsgálatok
   
               8.2.1.
            
            
               A biztonsági üvegezésre alkalmas anyagokon el kell végezni az alábbi 8.2.1.1. és 8.2.1.2 táblázatokban felsorolt vizsgálatokat.
               
                           8.2.1.1.
                        
                        
                           A biztonsági ablaküvegeken el kell végezni az alábbi táblázatban felsorolt vizsgálatokat
                           
                                       Vizsgálatok
                                    
                                    
                                       Szélvédő
                                    
                                    
                                       Nem szélvédők céljára szolgáló egyéb ablaküvegek
                                    
                                 
                                       Edzett üveg
                                    
                                    
                                       Közönséges rétegelt üveg
                                    
                                    
                                       Kezelt rétegelt üveg
                                    
                                    
                                       Üvegműanyag
                                    
                                    
                                       Edzett üveg
                                    
                                    
                                       Rétegelt üveg
                                    
                                    
                                       Üvegműanyag
                                    
                                 
                                       I.
                                    
                                    
                                       I-P
                                    
                                    
                                       II
                                    
                                    
                                       II-P
                                    
                                    
                                       III.
                                    
                                    
                                       III-P
                                    
                                    
                                       IV
                                    
                                 
                                       Szilánkos törés:
                                    
                                    
                                       A4/2.
                                    
                                    
                                       A4/2.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A8/4.
                                    
                                    
                                       A8/4.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A5/2.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Mechanikai szilárdság
                                    
                                 
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   227 g-os golyó
                                                
                                             
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/4.3.
                                    
                                    
                                       A6/4.3.
                                    
                                    
                                       A6/4.3.
                                    
                                    
                                       A6/4.3.
                                    
                                    
                                       A6/4.3.
                                    
                                    
                                       A5/3.1.
                                    
                                    
                                       A7/4.
                                    
                                    
                                       A7/4.
                                    
                                 
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   2 260 g-os golyó
                                                
                                             
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/4.2.
                                    
                                    
                                       A6/4.2.
                                    
                                    
                                       A6/4.2.
                                    
                                    
                                       A6/4.2.
                                    
                                    
                                       A6/4.2.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Fejformás ütésvizsgálat (5)
                                       
                                    
                                    
                                       A4/3.
                                    
                                    
                                       A4/3.
                                    
                                    
                                       A6/3.
                                    
                                    
                                       A6/3.
                                    
                                    
                                       A6/3.
                                    
                                    
                                       A6/3.
                                    
                                    
                                       A10/3.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A7/3.
                                    
                                    
                                       A11/3.
                                    
                                 
                                       Koptatás
                                    
                                 
                                       Külső felület
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/5.1.
                                    
                                    
                                       A6/5.1.
                                    
                                    
                                       A6/5.1.
                                    
                                    
                                       A6/5.1.
                                    
                                    
                                       A6/5.1.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/5.1.
                                    
                                    
                                       A6/5.1.
                                    
                                 
                                       Belső felület
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2.
                                    
                                    
                                       A9/2.
                                    
                                    
                                       A9/2. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A9/2. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A9/2.
                                    
                                 
                                       Magas hőmérséklet
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/5.
                                    
                                    
                                       A3/5.
                                    
                                    
                                       A3/5.
                                    
                                    
                                       A3/5.
                                    
                                    
                                       A3/5.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/5.
                                    
                                    
                                       A3/5.
                                    
                                 
                                       Sugárzás
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/6.
                                    
                                    
                                       A3/6.
                                    
                                    
                                       A3/6.
                                    
                                    
                                       A3/6.
                                    
                                    
                                       A3/6.
                                    
                                    
                                       A3/6.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/6.
                                    
                                    
                                       A3/6.
                                    
                                 
                                       Páratartalom
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/7.
                                    
                                    
                                       A3/7.
                                    
                                    
                                       A3/7.
                                    
                                    
                                       A3/7.
                                    
                                    
                                       A3/7.
                                    
                                    
                                       A3/7.
                                    
                                    
                                       A3/7. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/7.
                                    
                                    
                                       A3/7.
                                    
                                 
                                       Fényátbocsátás
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                 
                                       Optikai torzítás
                                    
                                    
                                       A3/9.2.
                                    
                                    
                                       A3/9.2.
                                    
                                    
                                       A3/9.2.
                                    
                                    
                                       A3/9.2.
                                    
                                    
                                       A3/9.2.
                                    
                                    
                                       A3/9.2.
                                    
                                    
                                       A3/9.2.
                                    
                                    
                                       A3/9.2. (7)
                                       
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Másodlagos kép
                                    
                                    
                                       A3/9.3.
                                    
                                    
                                       A3/9.3.
                                    
                                    
                                       A3/9.3.
                                    
                                    
                                       A3/9.3.
                                    
                                    
                                       A3/9.3.
                                    
                                    
                                       A3/9.3.
                                    
                                    
                                       A3/9.3.
                                    
                                    
                                       A3/9.3. (7)
                                       
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       A színazonosság vizsgálata
                                    
                                    
                                       A3/9.4.
                                    
                                    
                                       A3/9.4.
                                    
                                    
                                       A3/9.4.
                                    
                                    
                                       A3/9.4.
                                    
                                    
                                       A3/9.4.
                                    
                                    
                                       A3/9.4.
                                    
                                    
                                       A3/9.4.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       A hőfokváltozásokkal szembeni ellenállás
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/8.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/8.
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       A3/8.
                                    
                                    
                                       A3/8.
                                    
                                    
                                       A3/8. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/8. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/8.
                                    
                                 
                                       Tűzállóság
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                    
                                       A3/10. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/10. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                 
                                       Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1.
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1.
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1.
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1. (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1.
                                    
                                 
                                       Megjegyzés:
                                    
                                    
                                       A táblázatban az A4/3 hivatkozás a 4. melléklet 3. pontjára utal, amelyben az adott vizsgálatot leírják, és az elfogadási kritériumokat meghatározzák.
                                    
                                 
                     
                           8.2.1.2.
                        
                        
                           A műanyag üvegezési anyagokon el kell végezni az alábbi táblázatban felsorolt vizsgálatokat:
                           
                                       Vizsgálat
                                    
                                    
                                       Nem szélvédő céljára szolgáló műanyagok
                                    
                                 
                                       Merev műanyagok
                                    
                                    
                                       Kettős üvegezésű egységek
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                       Gépjárművek
                                    
                                    
                                       Vontatók és vezető nélküli járművek
                                    
                                    
                                       Gépjárművek
                                    
                                    
                                       Vontatók és vezető nélküli járművek
                                    
                                    
                                       Hajlékony műanyagok
                                    
                                 
                                       Hajlékonyság
                                    
                                    
                                       A3/12.
                                    
                                    
                                       A3/12.
                                    
                                    
                                       A3/12.
                                    
                                    
                                       A3/12.
                                    
                                    
                                       A3/12.
                                    
                                 
                                       227 g-os golyó
                                    
                                    
                                       A14/5.
                                    
                                    
                                       A14/5.
                                    
                                    
                                       A16/5.
                                    
                                    
                                       A16/5.
                                    
                                    
                                       A15/4.
                                    
                                 
                                       Fejformás ütésvizsgálat (8)
                                       
                                    
                                    
                                       A14/4.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A16/4.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Fényátbocsátás vizsgálata (9)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/9.1.
                                    
                                 
                                       Tűzállóság
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                    
                                       A3/10.
                                    
                                 
                                       Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség
                                    
                                    
                                       A3/11.
                                    
                                    
                                       A3/11.
                                    
                                    
                                       A3/11.
                                    
                                    
                                       A3/11.
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1.
                                    
                                 
                                       Koptatás
                                    
                                    
                                       A14/6.1.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A16/6.1.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Időjárás hatása
                                    
                                    
                                       A3/6.4.
                                    
                                    
                                       A3/6.4.
                                    
                                    
                                       A3/6.4.
                                    
                                    
                                       A3/6.4.
                                    
                                    
                                       A3/6.4.
                                    
                                 
                                       Nedvesség
                                    
                                    
                                       A14/6.4.
                                    
                                    
                                       A14/6.4.
                                    
                                    
                                       A16/6.4.
                                    
                                    
                                       A16/6.4.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Keresztbe vágásos vizsgálat (9)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/13.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/13.
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                     
         
               8.2.2.
            
            
               A biztonsági üvegezésre alkalmas anyagra akkor kell megadni a jóváhagyást, ha az megfelel a következő táblázatokban említett megfelelő rendelkezések valamennyi előírásának. 8.2.1.1. és 8.2.1.2.
            
         9.   BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉSRE ALKALMAS ANYAGTÍPUS JÓVÁHAGYÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA VAGY KITERJESZTÉSE
   9.1.   A biztonsági üvegezésre alkalmas anyag valamely típusának valamennyi módosításáról, illetve szélvédők esetében újabb szélvédőknek a csoporthoz való hozzáadásáról értesíteni kell azon hatóságot, amelyik a biztonsági üvegezésre alkalmas anyagtípust jóváhagyta. A jóváhagyó hatóság ezt követően a következőképpen járhat el:
   
               9.1.1.
            
            
               úgy ítéli meg, hogy a végrehajtott módosításoknak nagy valószínűséggel nincs számottevő kedvezőtlen hatása, és hogy szélvédők esetében az új típus beletartozik a jóváhagyott szélvédőcsoportba, és a biztonsági üvegezésre alkalmas anyag továbbra is megfelel az előírásoknak, vagy
            
         
               9.1.2.
            
            
               új vizsgálati jegyzőkönyvet kér a vizsgálat elvégzéséért felelős műszaki szolgálattól.
            
         9.2.   Értesítés
   
               9.2.1.
            
            
               A jóváhagyás megerősítéséről vagy elutasításáról (vagy a jóváhagyás kiterjesztéséről) a fenti 5.3. szakaszban említett eljárással értesíteni kell a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó feleket.
            
         
               9.2.2.
            
            
               A jóváhagyás kiterjesztését megadó illetékes hatóságnak sorozatszámmal kell jelölnie a kiterjesztésre vonatkozó minden értesítést.
            
         10.   A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE
   10.1.   A gyártási eljárásoknak meg kell felelniük a megállapodás 2. függelékében (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/2. változat) előírt feltételeknek és az alábbi követelményeknek.
   10.2.   Különleges rendelkezések
   A megállapodás 2. függelékének 2.2. szakaszában említett vizsgálatoknak ki kell terjedniük az ezen előírás 20. melléklete követelményeinek való megfelelés ellenőrzésére.
   10.3.   A megállapodás 2. függelékének 2.4. szakaszában említett ellenőrzési gyakoriság rendszerint évi egy alkalom.
   11.   SZANKCIÓK NEM MEGFELELŐ GYÁRTÁS ESETÉN
   
               11.1.
            
            
               Az ezen előírás alapján a biztonsági üvegezésre alkalmas anyag egy adott típusára megadott jóváhagyás visszavonható, ha nem teljesül a 10.1. szakaszban előírt követelmény.
            
         
               11.2.
            
            
               Ha a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó valamely szerződő fél visszavon egy előzőleg általa megadott jóváhagyást, akkor erről az ezen előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő nyomtatványon haladéktalanul értesíti az ezen előírást alkalmazó többi szerződő felet.
            
         12.   ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
   
               12.1.
            
            
               Az előírás eredeti formájához fűzött 8. kiegészítés hatálybalépésének napjától az ezen előírást alkalmazó szerződő fél nem utasíthatja vissza az előírás eredeti változatának 8. kiegészítésével módosított előírás szerinti jóváhagyás megadását.
            
         
               12.2.
            
            
               A 8. kiegészítés hivatalos hatálybalépésének napjától számított 24 hónap elteltét követően az előírást alkalmazó szerződő felek elutasíthatják az olyan biztonsági üvegezés jóváhagyását, melyen nem szerepelnek az előírás 5.5. szakaszában előírt jelölések.
            
         
               12.3.
            
            
               Az ezen előírás 12. kiegészítésének hivatalos hatálybalépésének napjától az ezen előírást alkalmazó szerződő felek nem tagadhatják meg a 12. kiegészítéssel módosított eredeti előírás szerinti jóváhagyás megadását.
            
         
               12.4.24
            
            
               hónappal a hatályba lépést követően az előírást alkalmazó szerződő felek csak akkor adhatják meg a jóváhagyást, ha a jóváhagyandó alkatrésztípus vagy külön egység megfelel az előírás 12. kiegészítése követelményeinek.
            
         
               12.5.
            
            
               A 12. kiegészítés hatálybalépésének napjától számított 24 hónap elteltét követően az előírást alkalmazó szerződő felek elutasíthatják az olyan biztonsági üvegezés jóváhagyását, melyen nem szerepelnek az előírás 5.5. szakaszában előírt jelölések.
            
         13.   A GYÁRTÁS VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA
   Ha a jóváhagyás birtokosa véglegesen leállítja az ezen előírás szerint jóváhagyott biztonsági üvegezésre alkalmas anyagtípus gyártását, akkor erről értesítenie kell a jóváhagyást megadó hatóságot. A hatóság az értesítés kézhezvétele után az ezen előírás 1. mellékletében szereplő mintának megfelelő nyomtatványon értesíti erről a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó többi felet.
   14.   A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉÉRT FELELŐS MŰSZAKI SZOLGÁLATOK ÉS A JÓVÁHAGYÓ HATÓSÁGOK NEVE ÉS CÍME
   A megállapodásban részes és az előírást alkalmazó szerződő felek megadják az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságának a jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok nevét és címét, valamint a jóváhagyásokat megadó, illetve a más országok által kiadott jóváhagyásokat, kiterjesztéseket, elutasításokat vagy visszavonásokat, vagy a gyártás végleges leállítását igazoló értesítéseket fogadó jóváhagyó hatóságok nevét és címét.
   15.   A jóváhagyási vizsgálatokat végző műszaki szolgálatoknak meg kell felelniük a vizsgáló laboratóriumok működésére vonatkozó harmonizált előírásoknak (ISO/CEI 25 útmutató). Emellett ezeket azon jóváhagyó hatóságnak kell kijelölnie, melynek számára jóváhagyási vizsgálatokat végeznek.
   
      (1)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: a legutóbb a 4. módosítással módosított TRANS/WP.29/78/1. javított változat/2. módosítás) 7. mellékletének meghatározása szerint.
   
      (2)  1 – Németország, 2 – Franciaország, 3 – Olaszország, 4 – Hollandia, 5 – Svédország, 6 – Belgium, 7 – Magyarország, 8 – Cseh Köztársaság, 9 – Spanyolország, 10 – Szerbia, 11 – Egyesült Királyság, 12 – Ausztria, 13 – Luxemburg, 14 – Svájc, 15 (szabad), 16 – Norvégia, 17 – Finnország, 18 – Dánia, 19 – Románia, 20 – Lengyelország, 21 – Portugália, 22 – Orosz Föderáció, 23 – Görögország, 24 – Írország, 25 – Horvátország, 26 – Szlovénia, 27 – Szlovákia, 28 – Belarusz, 29 – Észtország, 30 (szabad), 31 – Bosznia-Hercegovina, 32 – Lettország, 33 (szabad), 34 – Bulgária, 35 (szabad), 36 – Litvánia, 37 – Törökország, 38 (szabad), 39 – Azerbajdzsán, 40 – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 41 (szabad), 42 – Európai Közösség (a jóváhagyást a tagállamok adják meg saját EGB-típus-jóváhagyási jelüket használva), 43 – Japán, 44 (szabad), 45 – Ausztrália, 46 – Ukrajna, 47 – Dél-Afrika, 48 – Új-Zéland, 49 – Ciprus, 50 – Málta, 51 – Koreai Köztársaság, 52 – Malajzia, 53 – Thaiföld, 54 és 55 (szabad) és 56 – Montenegró. A további számokat további országoknak jelölik ki, időrendi sorrendben aszerint, hogy a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodást mikor ratifikálják, vagy ahhoz mikor csatlakoznak, és az így kijelölt számokat az Egyesült Nemzetek Főtitkára közli a megállapodásban részes szerződő felekkel.
   
      (3)  A 2.3. pontban foglalt meghatározás szerint.
   
      (4)  Lásd az 5.4.1. pont 2 lábjegyzetét.
   
      (5)  Ezt a vizsgálatot el kell végezni a 12. melléklet 3. szakasza szerinti kettős üvegezésű egységeken is (A12/3.).
   
      (6)  Ha a belső oldalon műanyag bevonat van.
   
      (7)  Ezt a vizsgálatot csak olyan lassú járművek szélvédőjéhez használható, egyenletesen edzett ablaküvegek esetében kell elvégezni, melyek kialakításuknál fogva nem képesek a 40 km/h sebesség túllépésére.
   
      (8)  A vizsgálati követelmények függenek az üvegezés járművön belüli helyétől.
   
      (9)  Csak akkor, ha az üvegezés a vezető kilátásához szükséges.
   
      1. MELLÉKLET
      
         ÉRTESÍTÉS
      
      (Legnagyobb megengedett formátum: A4, azaz 210 × 297 mm)
      
         
      
         1. FÜGGELÉK
         
            EDZETT ÜVEGBŐL KÉSZÜLT SZÉLVÉDŐK
         
         (A 43. sz. előírás 4. vagy 9. mellékletében meghatározott fő és másodlagos jellemzők)
         
            
      
      
         2. FÜGGELÉK
         
            EGYENLETESEN EDZETT ABLAKÜVEGEK
         
         (A 43. sz. előírás 5. vagy 9. mellékletében meghatározott fő és másodlagos jellemzők)
         
            
      
      
         3. FÜGGELÉK
         
            RÉTEGELT ÜVEGBŐL KÉSZÜLT SZÉLVÉDŐK
         
         (A 43. sz. előírás 6., 8. vagy 9. mellékletében meghatározott fő és másodlagos jellemzők)
         
            
      
      
         4. FÜGGELÉK
         
            NEM SZÉLVÉDŐ CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ RÉTEGELT ABLAKÜVEGEK
         
         (A 43. sz. előírás 7. vagy 9. mellékletében meghatározott fő és másodlagos jellemzők)
         
            
      
      
         5. FÜGGELÉK
         
            ÜVEG–MŰANYAG SZÉLVÉDŐÜVEGEK
         
         (A 43. sz. előírás 10. mellékletében meghatározott fő és másodlagos jellemzők)
         
            
      
      
         6. FÜGGELÉK
         
            NEM SZÉLVÉDŐ CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÜVEG–MŰANYAG TÁBLÁK
         
         (A 43. sz. előírás 11. mellékletében meghatározott fő és másodlagos jellemzők)
         
            
      
      
         7. FÜGGELÉK
         
            KETTŐS ÜVEGEZÉSŰ EGYSÉGEK
         
         (A 43. sz. előírás 12. vagy 16. mellékletében meghatározott fő és másodlagos jellemzők)
         
            
      
      
         8. FÜGGELÉK
         
            NEM SZÉLVÉDŐ CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ MEREV MŰANYAG ÜVEGEZÉS
         
         (Fő és másodlagos jellemzők a 14. mellékletnek megfelelően)
         
            
      
      
         9. FÜGGELÉK
         
            NEM SZÉLVÉDŐK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HAJLÉKONY MŰANYAG ÜVEGEZÉS
         
         (Fő és másodlagos jellemzők a 15. mellékletnek megfelelően)
         
            
      
      
         10. FÜGGELÉK
         
            A SZÉLVÉDŐK JEGYZÉKÉNEK TARTALMA
             (1)
         
         A jóváhagyás hatálya alá tartozó minden szélvédőre legalább a következő adatokat meg kell adni:
         
                      
                  
                  
                     A jármű gyártója
                  
               
                      
                  
                  
                     A jármű típusa
                  
               
                      
                  
                  
                     Járműkategória
                  
               
                      
                  
                  
                     Kiterített terület (F)
                  
               
                      
                  
                  
                     Szegmensmagasság (h):
                  
               
                      
                  
                  
                     Görbület (r)
                  
               
                      
                  
                  
                     Beszerelési szög (α):
                  
               
                      
                  
                  
                     Háttámladőlésszög (β)
                  
               
                      
                  
                  
                     R pont koordinátái (A, B, C ) a szélvédő
                  
               
                      
                  
                  
                     felső peremének középpontjához viszonyítva.
                  
               
            
         
            (1)  Ezeket az adatokat csatolni kell e melléklet 1. és (adott esetben) 2., valamint 3. és 5. függelékéhez.
      
   
   
      1.A. MELLÉKLET
      
         ÉRTESÍTÉS
      
      (Legnagyobb megengedett formátum: A4, azaz 210 x 297 mm)
      
         
      
         
   
   
      2. MELLÉKLET
      
         AZ ALKATRÉSZ-JÓVÁHAGYÁSI JELEK ELRENDEZÉSE
      
      (Lásd ezen előírás 5.5. pontját)
      Edzett üvegből készült szélvédők
      
         
      Az edzett üveg szélvédőn elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      Műanyag bevonatú edzett üvegből készült szélvédők
      
         
      A műanyag bevonatú edzett üvegből készült szélvédőn elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      Közönséges rétegelt üvegből készült szélvédők
      
         
      A közönséges rétegelt üvegből készült szélvédőn elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      Műanyag bevonatú, közönséges rétegelt üvegből készült szélvédők
      
         
      A műanyag bevonatú, közönséges rétegelt üvegből készült szélvédőn elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      Kezelt rétegelt szélvédőüveg
      
         
      A kezelt rétegelt üvegből készült szélvédőn elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      Üveg–műanyag szélvédőüvegek
      
         
      Az üveg–műanyagból készült szélvédőn elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      70 %-ot meghaladó rendes fényátbocsátású, nem szélvédők céljára szolgáló ablaküvegek
      
         
      A nem szélvédők céljára szolgáló ablaküvegeken elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      70 %-nál kisebb rendes fényátbocsátású, kettős üvegezésű egységek
      
         
      A kettős üvegezésű egységeken elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      Olyan lassú járművek szélvédőjéhez használható, egyenletesen edzett ablaküvegek, amelyek kialakításuknál fogva nem képesek a 40 km/h sebesség túllépésére
      
         
      A kialakításuknál fogva 40 km/h sebesség túllépésére nem képes lassú járművek szélvédőjéhez használható, egyenletesen edzett ablaküvegeken elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      70 % vagy ezt meghaladó rendes fényátbocsátású, nem szélvédők céljára szolgáló ablaküvegek
      
         
      Az olyan üvegtáblán, amely nem szélvédő céljára szolgál, és amelyre a 3. melléklet 9.1.4.1. szakaszának követelményei vonatkoznak, a fenti jóváhagyási jel azt jelenti, hogy a kérdéses alkatrészt Hollandiában hagyták jóvá (E 4) a 43. sz. előírás szerint, a 002439 jóváhagyási szám alatt. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás szerint adták meg.
      Nem szélvédők céljára szolgáló merev műanyag üvegezés
      
         
      Az előre néző betétek esetében a külső felületen 1 000 ciklus után legfeljebb 2 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os fényszórási eredményű merev műanyag üvegezésen elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      Nem szélvédők céljára szolgáló hajlékony műanyag üvegezés
      
         
      A hajlékony műanyag üvegezésen elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás szerint adták meg.
      Merev műanyag kettős üvegezésű egységek
      
         
      A merev műanyag kettős üvegezésű egységeken elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
      Nem szélvédők céljára szolgáló, rétegelt ablaküvegek
      
         
      A nem szélvédők céljára szolgáló, rétegelt ablaküvegeken elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott alkatrészt a 43. sz. előírás szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4), 002439 jóváhagyási számmal. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás követelményei szerint adták meg.
   
   
      2A. MELLÉKLET
      
         A JÁRMŰVEK JÓVÁHAGYÁSI JELEINEK ELRENDEZÉSE
      
      A.   MINTA
      (lásd az előírás 5.11. szakaszát)
      
         
      A járműre erősített fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a szóban forgó járműtípust az üvegezés beszerelése vonatkozásában, Hollandiában (E 4) hagyták jóvá, a 43. számú előírás szerint. A jóváhagyási szám azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 43. sz. előírás szerint adták meg.
      B.   MINTA
      (lásd az előírás 5.12. szakaszát)
      
         
      A járművön elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott járműtípust az 43. és a 52. sz. előírás (1) szerint hagyták jóvá Hollandiában (E4). A jóváhagyási számok azt mutatják, hogy azokban az időpontokban, amikor a vonatkozó jóváhagyásokat megadták, az 43. sz. előírás eredeti változatában volt hatályos, az 52. sz. előírás pedig tartalmazta a 01. módosítássorozatot.
      
         (1)  A második szám csak példaként szolgál.
   
   
      3. MELLÉKLET
      
         ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI FELTÉTELEK
      
      1.   SZILÁNKOSTÖRÉS-VIZSGÁLAT
      
                  1.1.
               
               
                  A vizsgálandó üveget nem kell mereven rögzíteni, hozzáerősíthető azonban egy ugyanolyan nagyságú üveghez, a széleket ragasztószalaggal összeragasztva.
               
            
                  1.2.
               
               
                  A szilánkos töréshez egy kb. 75 gramm tömegű kalapácsot vagy ezzel azonos eredményt adó hasonló eszközt kell használni. A csúcs görbületi sugara 0,2 mm ±0,05 mm.
               
            
                  1.3.
               
               
                  Minden előírt ütési ponton el kell végezni egy vizsgálatot.
               
            
                  1.4.
               
               
                  A törmeléket a számlálási pontossága, illetve a minimális és maximális számlálás végrehajtási helye meghatározásának képessége tekintetében hitelesített bármely módszerrel kell megvizsgálni.
                  A törésminta maradandó felvételének az ütést követő 10 másodpercen belül kell megkezdődnie és 3 percen belül kell befejeződnie. A műszaki szolgálat megőrzi a törésminta maradandó felvételét.
               
            2.   GOLYÓBEHATOLÁSI VIZSGÁLAT
      2.1.   227 g-os golyóval végzett vizsgálat
      2.1.1.   A készülék
      
                  2.1.1.1.
               
               
                  A vizsgálatot egy 227 g ±2 g tömegű és kb. 38 mm átmérőjű edzettacél golyóval kell végezni.
               
            
                  2.1.1.2.
               
               
                  A golyót előírt magasságból szabadesésben leejtő vagy olyan készüléket kell választani, amely a szabadesésnek megfelelő sebességet ad a golyónak. A golyó kilövésére szolgáló készülék használata esetében a sebesség legnagyobb tűrése a szabadeséssel elért sebesség ±1 %-a lehet.
               
            
                  2.1.1.3.
               
               
                  Az 1. ábra szerinti tartószerkezet két, 15 mm széles gépi megmunkálású peremekkel rendelkező acélkeretből áll, amelyek egymás fölött helyezkednek el, és ezeken kb. 3 mm vastagságú, 15 mm szélességű, 50 IRHD keménységű gumitömítések vannak.
                  Az alsó keret egy kb. 150 mm magas acéldobozon fekszik. A próbadarabot a felső keret tartja a helyén, amelynek tömege körülbelül 3 kg. A tartókeret egy kb. 12 mm vastag acéllemezre van hegesztve, és ezt egy kb. 3 mm vastagságú és 50 IRHD keménységű gumilemez közbeiktatásával kell a padlóra helyezni.
                  
                     1.   ábra
                  
                  
                     Tartószerkezet golyóbehatolási vizsgálatokhoz
                  
                  
                     
               
            2.1.2.   A vizsgálat feltételei
      
                  Hőmérséklet
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5 oC
               
            
                  Nyomás
               
               
                  :
               
               
                  860–1 060 mbar
               
            
                  Relatív páratartalom
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 %
               
            2.1.3.   A próbadarab
      A próbadarab egy 300 +10/-0 mm oldalszélességű sík négyzet vagy olyan sík négyzet, amelyet a szélvédő vagy más hajlított biztonsági üvegtábla legsíkabb részéből kell kivágni.
      Ehelyett vizsgálható más hajlított biztonsági üvegezés is. Ekkor ügyelni kell arra, hogy a biztonsági üvegezés és a tartószerkezet közötti érintkezés megfelelő legyen.
      2.1.4.   A vizsgálat módja
      A próbadarabot közvetlenül a vizsgálatot megelőzően legalább 4 óra időtartamon keresztül az előírt hőmérsékleten kell tartani.
      Ezután be kell helyezni a tartószerkezetbe (2.1.1.3. szakasz). A próbadarab síkjának 3° pontossággal kell merőlegesnek lennie a golyó beesési irányára.
      Hajlékony műanyag üvegezés esetében a próbadarabot hozzá kell erősíteni a tartószerkezethez.
      Az ütési pontnak 6 m vagy ennél kisebb ejtési magasság esetében a próbadarab geometriai középpontjától számított 25 mm-en belül kell lennie, illetve ha az ejtési magasság több mint 6 m, úgy az nem lehet távolabb 50 mm-nél a próbadarab középpontjától. A golyónak a próbadarab azon felületéhez kell ütődnie, amely a biztonsági üvegtábla külső felületét képezi, amikor az a gépjárműre van szerelve. A golyóval csak egy ütközés végezhető.
      2.2.   2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat
      2.2.1.   A készülék
      
                  2.2.1.1.
               
               
                  A vizsgálatot egy 2 260 g ±20 g tömegű és kb. 82 mm átmérőjű edzettacél golyóval kell végezni.
               
            
                  2.2.1.2.
               
               
                  A golyót előírt magasságból szabadesésben leejtő vagy egy olyan készüléket kell választani, amely a szabadesésnek megfelelő sebességet ad a golyónak. A golyó kilövésére szolgáló készülék használata esetében a sebesség legnagyobb tűrése a szabadeséssel elért sebesség ±1 %-a lehet.
               
            
                  2.2.1.3.
               
               
                  A tartószerkezet az 1. ábra szerinti és azonos a 2.1.1.3. szakaszban leírtakkal.
               
            2.2.2.   A vizsgálat feltételei
      
                  Hőmérséklet
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5°
               
            
                  Nyomás
               
               
                  :
               
               
                  860–1 060 mbar
               
            
                  Relatív páratartalom
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 %
               
            2.2.3.   A próbadarab
      A próbadarab egy 300 +10/-0 mm oldalszélességű sík négyzet vagy olyan sík négyzet, amelyet a szélvédő vagy más hajlított biztonsági üvegtábla legsíkabb részéből kell kivágni.
      Vizsgálható a teljes szélvédő, illetve más hajlított biztonsági üvegezés is. Ekkor ügyelni kell arra, hogy a biztonsági üvegtábla és a tartószerkezet közötti érintkezés megfelelő legyen.
      2.2.4.   A vizsgálat módja
      A próbadarabot közvetlenül a vizsgálatot megelőzően legalább 4 óra időtartamon keresztül az előírt hőmérsékleten kell tartani.
      Ezután be kell helyezni a tartószerkezetbe (2.1.1.3. szakasz). A próbadarab síkjának 3° pontossággal kell merőlegesnek lennie a golyó beesési irányára.
      Üveg–műanyag üvegezés esetében a próbadarabot hozzá kell erősíteni a tartószerkezethez.
      Az ütési pont a próbadarab geometriai középpontjától nem lehet 25 mm-nél távolabb.
      A golyónak a próbadarab azon felületéhez kell ütődnie, amely a biztonsági üvegtábla belső felületét képezi, amikor az a gépjárműre van szerelve.
      A golyóval csak egy ütközés végezhető.
      3.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      3.1.   Fejformás ütésvizsgálat a lassulás mérése nélkül
      3.1.1.   A készülék
      Cserélhető nemezzel bevont, fából készült kereszttartóval ellátott vagy anélküli, rétegelt keményfából készült, gömb vagy félgömb alakú mesterséges fejformasúly. A gömbrész és a kereszttartó között nyakalakú közdarab van, a kereszttartó másik oldalán pedig szerelőrúd helyezkedik el.
      A méreteknek meg kell felelniük a 2. ábrának. A készülék teljes tömege 10 kg ±0,2 kg.
      
         2.   ábra
      
      
         Fejformasúly
      
      
         
      3.1.2.   A fejformasúly meghatározott magasságból szabadesésben való ejtésére szolgáló vagy azt egy olyan sebességre felgyorsító eszköz, amelyet e fej alakú tömeg szabadeséssel érne el. A fejformasúly kilövésére szolgáló készülék használata esetében a sebesség maximális eltérése a szabadesésnél elért sebesség ±1 %-a lehet.
      3.1.3.   A 3. ábra szerinti tartószerkezet sík próbadarabok vizsgálatára szolgál. A készülék két acélkeretből áll, az egymásra illeszkedően gépi megmunkálású keretek pereme 50 mm széles, rajtuk kb. 3 mm vastag, 15 mm ±1 mm széles, 70 IRHD keménységű gumitömítés helyezkedik el. A felső keretet az alsóhoz legalább 8 csavar rögzíti.
      3.1.4.   A vizsgálat feltételei
      
                  Hőmérséklet
               
               
                  :
               
               
                  20 ±5° C
               
            
                  Nyomás
               
               
                  :
               
               
                  860–1 060 mbar
               
            
                  Relatív páratartalom
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 %
               
            3.1.5.   A vizsgálat módja
      3.1.5.1.   Vizsgálat sík próbadarabon
      Az 1 100 +5/–2 mm hosszúságú, 500 +5/–2 mm szélességű sík próbadarabot közvetlenül a vizsgálatot megelőzően legalább 4 órán keresztül állandó, 20 oC ±5° hőmérsékleten kell tartani.
      
         3.   ábra
      
      
         Tartószerkezet fejformás ütésvizsgálatokhoz
      
      
         
      A próbadarabot rögzíteni kell a tartókeretekben (3.1.3. szakasz), a csavarokat úgy kell meghúzni, hogy a próbadarab elmozdulása a vizsgálat során ne haladhassa meg a 2 mm-t. A darab síkjának merőlegesnek kell lennie a tömeg beesési irányára. A tömeg legfeljebb 40 mm távolságra csapódhat be azon felület geometriai középpontjától, amely a biztonsági üvegtábla belső felületét képezi, amikor az a gépjárműre van szerelve. A golyóval csak egy ütközés végezhető.
      A nemeztakaró becsapódási felületét 12 vizsgálat után kell cserélni.
      3.1.5.2.   Teljes szélvédőn végzett vizsgálatok (csak 1,5 m vagy ennél kisebb ejtési magasság esetén használhatók)
      A szélvédőt szabadon a tartószerkezetre kell helyezni, amelynek teljes kerületén egy 70 IRHD keménységű, kb. 3 mm vastagságú gumiszalag van úgy, hogy az érintkezés egy kb. 15 mm szélességű felületen történik.
      A tartószerkezet egy merev elemből áll és a szélvédő alakjának megfelelően úgy van kiképezve, hogy a fejformatömeg a szélvédő belső felületéhez ütődjön. Szükség esetén a szélvédőt megfelelő szerkezet segítségével a tartószerkezethez kell erősíteni.
      A tartószerkezetet merev állványra kell helyezni, egy 70 IHRD keménységű, kb. 3 mm vastag gumilemez közbeiktatásával. A szélvédő felületének lényegében merőlegesnek kell lennie a fejformasúly beesési irányára.
      A fejformasúlynak azon felület geometriai középpontjától számított 40 mm-en belüli távolságban kell hozzáütődnie a szélvédőhöz, amely az üvegtábla belső felületét képezi, amikor az a gépjárműre van szerelve. A golyóval csak egy ütközés végezhető.
      A nemeztakaró becsapódási felületét 12 vizsgálat után kell cserélni.
      3.2.   Fejformás ütésvizsgálat a lassulás mérésével
      3.2.1.   A készülék
      A HIC értékek egyidejű meghatározásával végzett fejformás ütésvizsgálatok esetében a leejtett test a 2.1. ábrán meghatározott fejforma. A fejforma teljes tömege 10 kg ±0,2/ -0,0 kg.
      Az alaplemez (24) közepén a háromtengelyű szerelőidomot (26) a súlypontra erősítjük a gyorsulásmérő elhelyezéséhez (27). A gyorsulásmérőket egymás fölé kell elhelyezni.
      Az alaplemez (24) alatti vízgyűjtő (18) és fedél (19) rugalmassága nagy mértékben egyezik az emberi koponya rugalmasságával. A fejforma ütésre tanúsított rugalmasságát a közgyűrű (13) keménysége és vastagsága, illetve a vízgyűjtő határozza meg.
      
         2.1.   ábra
      
      
         10 kg-os fejforma
      
      
         
      
         Alkatrészek jegyzéke a 2.1. ábrán látható 10 kg-os fejformához
      
      
                  Pozíció Sorszám
               
               
                  Darabszám
               
               
                  Szabványos megnevezés
               
               
                  Anyag
               
               
                  Megjegyzések
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  Mágneses tartószerkezet
               
               
                  Acél, DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  2
               
               
                  1
               
               
                  Rezgéscsillapító
               
               
                  Gumi / acél
               
               
                  Átmérő: 50 mm
                  Vastagság: 30 mm
                  Menetmélység: M10
               
            
                  3
               
               
                  4
               
               
                  HF BNC csatlakozó
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  4
               
               
                  1
               
               
                  DIN 985 hatlapú anya
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  5
               
               
                  6
               
               
                  DIN 125 lemez
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  6
               
               
                  3
               
               
                  Közdarab
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  7
               
               
                  6
               
               
                  DIN 912 hengercsavar
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  8
               
               
                  3
               
               
                  Hatlapú anya
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  9
               
               
                  3
               
               
                  Lemez
               
               
                  Acél, DIN 17100
               
               
                  Furat átmérője: 8 mm Külső átmérő: 35 mm Vastagság: 1,5 mm.
               
            
                  10
               
               
                  3
               
               
                  Gumigyűrű
               
               
                  Gumi, keménység: 60 IRHD
               
               
                  Furat átmérője: 8 mm Külső átmérő: 30 mm Vastagság: 10 mm
               
            
                  11
               
               
                  1
               
               
                  Csillapító gyűrű
               
               
                  Tömítés papírral
               
               
                  Furat átmérője: 120 mm.
                  Külső átmérő: 199 mm.
                  Vastagság: 0,5 mm.
               
            
                  12
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  13
               
               
                  1
               
               
                  Közbenső gyűrű
               
               
                  Butadién gumi, keménység: IRHD kb. 80
               
               
                  Furat átmérője: 129 mm.
                  Külső átmérő: 192 mm.
                  Vastagság: 4 mm
               
            
                  14
               
               
                  3
               
               
                  Vezetőcső
               
               
                  Politetra-fluoretilén (PTFE)
               
               
                  Belső átmérő: 8 mm
                  Külső átmérő: 10 mm.
                  Hosszúság: 40 mm.
               
            
                  15
               
               
                  3
               
               
                  Hatlapú anya
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  16
               
               
                  3
               
               
                  Menetes orsó DIN 976
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  17
               
               
                  3
               
               
                  Csavaros betét
               
               
                  Öntött ötvözet DIN 1709-GD-CuZn 37Pb
               
               
                  —
               
            
                  18
               
               
                  1
               
               
                  Vízgyűjtő
               
               
                  Poliamid 12
               
               
                  —
               
            
                  19
               
               
                  1
               
               
                  Borító
               
               
                  Butadién-gumi
               
               
                  Vastagság: 6 mm. Borda az egyik oldalon
               
            
                  20
               
               
                  1
               
               
                  Vezetőhüvely
               
               
                  Acél, DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  21
               
               
                  4
               
               
                  Süllyesztett fejű csavar
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  22
               
               
                  1
               
               
                  Áramlásszabályozó berendezések
               
               
                  Tömítés papírral
               
               
                  Átmérő: 65 mm
                  Vastagság: 0,5 mm
               
            
                  23
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  24
               
               
                  1
               
               
                  Alaplemez
               
               
                  Acél, DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  25
               
               
                  1
               
               
                  Illesztőcsavar hatlapú belső kulcsnyílással
               
               
                  Erősségi osztály: 45H
               
               
                  —
               
            
                  26
               
               
                  1
               
               
                  Háromtengelyes szerelőidom
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  27
               
               
                  3
               
               
                  Gyorsulásmérő
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  28
               
               
                  1
               
               
                  Fa alkatrész
               
               
                  Gyertyán, rétegekben ragasztva
               
               
                  —
               
            
                  29
               
               
                  1
               
               
                  Fedőlemez
               
               
                  Ötvözet (AlMg5)
               
               
                  —
               
            
                  30
               
               
                  1
               
               
                  Védősapka
               
               
                  Poliamid 12
               
               
                  —
               
            3.2.2.   Beállítás és kalibrálás
      A fejformás ütésvizsgálat elvégzéséhez a fejforma a vezetőrendszer (2.2. ábra) keresztkarjához van rögzítve és kívánt ejtési magasságra egy emelőszerkezet viszi azt fel. A fejformás ütésvizsgálat során a fejformát tartó keresztkart kioldják. Miután áthaladt az állítható magasságú fénysorompón, a fejformát leoldják a keresztkarról, a keresztkar esését csillapítják és a fejforma a próbadarabra esik.
      Az ejtőkészülék vagy a mérőkábel nem adhat át erőt a fejformának, így azt csak a gravitáció gyorsítja és esése függőleges.
      
         2.2.   ábra
      
      
         Vizsgálóberendezés a lassulás mérésével történő fejformás ütésvizsgálathoz
      
      
         
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  Mérőeszköz, amely lehetővé teszi a HIC értékek meghatározását a 3.2.1. szakaszban leírt fejformával.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               
                  Berendezés a fejforma kalibrálásához
                  Az ejtőkészüléknek 50 mm és 254 mm közötti ejtést kell lehetővé tennie, és 1 mm-es pontossággal állíthatónak kell lennie. A vezetőrendszer nem szükséges e kis ejtési magasságokhoz.
                  Acél ütközőlemez, amely 600 mm × 600 mm méretű, legalább 50 mm vastag acélból készült. Az ütközési felületnek polírozottnak kell lennie:
                  felületi érdesség Rmax = 1 μm, felületi simaság tűrése t = 0,05 mm.
               
            
                  3.2.2.3.
               
               
                  A fejforma kalibrálása és beállítása
                  A fejformát az egyes vizsgálatsorozatok előtt és legkésőbb a sorozat minden 50. vizsgálata előtt kalibrálni kell és szükség esetén be kell állítani.
                  Az ütközőlemeznek tisztának és száraznak kell lennie, és a vizsgálat alatt szorosan egy betonalapon kell feküdnie.
                  A fejforma az ütközőlemezzel függőlegesen ütközhet. Az ejtési magasságok (a fejforma legalsó pontjától az ütközőlemez felületéig mérve): 50, 100, 150 és 254 mm. A lassulási görbéket fel kell jegyezni.
                  A különböző ejtési magasságoknál mért az legnagyobb lassulásnak a z tengelyen ábrázolva a táblázatban megadott értékeken belül kell lennie:
                  
                              Ejtési magasság
                              (mm)
                           
                           
                              Az az legnagyobb lassulás a g gravitációs gyorsulás többszöröseként
                           
                        
                              50
                           
                           
                              64 ± 5
                           
                        
                              100
                           
                           
                              107 ± 5
                           
                        
                              150
                           
                           
                              150 ± 7
                           
                        
                              254
                           
                           
                              222 ± 12
                           
                        A lassulási görbéknek unimodális vibráción kell alapulniuk. A 254 mm-es ejtési magassághoz tartozó lassulási görbének legalább 1,2 ms és legfeljebb 1,5 ms ideig kell tartania, 100 g-ra vetítve.
                  Ha a 3.2.2.3. szakaszban megadott követelmények nem teljesülnek, a fejforma rugalmasságát az alaplemez (24) közbenső gyűrűje (13) vastagságának változtatása révén be kell állítani. A korrekciókat a menetes orsók (8) azon három önzáró hatlapú anyájának (8) állításával lehet elvégezni, melyekkel a vízgyűjtő (18) az alaplemezhez (24) van rögzítve. A hatlapú anyák (8) alatti gumigyűrűk (10) nem lehetnek töredezettek vagy szakadtak.
                  Az ütközési felület borítóját (19) és a közbenső gyűrűt (13) sérülés esetén azonnal ki kell cserélni, különösen, ha a fejforma már nem állítható.
               
            3.2.3.   A sík próbadarabok vizsgálatára szolgáló, a 3.1.3. szakaszban leírt tartóberendezés.
      3.2.4.   A 3.1.4. szakaszban leírt vizsgálati feltételek.
      3.2.5.   Vizsgálatok teljes táblákon (1,5 m és 3 m ejtési magasság között használatos). Helyezzük a táblát szabadon a tartószerkezetre, amelynek teljes kerületén egy 70 IRHD keménységű, kb. 3 mm vastagságú gumiszalag van.
      A táblát a megfelelő eszközzel a tartószerkezetre kell erősíteni. A tábla felületének lényegében merőlegesnek kell lennie a fejformasúly beesési irányára. A fejformasúlynak azon felület geometriai középpontjától számított 40 mm-en belüli távolságban kell hozzáütődnie a táblához, amely a műanyag tábla belső felületét képezi, amikor az a gépjárműre van szerelve. A golyóval csak egy ütközés végezhető.
      A kiválasztott kezdeti ejtési magasságról indulva azt minden további kísérlet során 0,5 m-rel kell növelni. A próbadarabon t idő alatt történt ütközések ax, ay és az lassulási görbéit fel kell jegyezni.
      A fejformás ütésvizsgálat után ellenőrizni kell, hogy az üvegezés széle 2 mm-nél mélyebben az idomba nyomódott-e és teljesült-e az ütési pontra vonatkozó követelmény. Függőleges ütközésre az ax és ay gyorsulási összetevőknek 0,1 az –nál kisebbnek kell lennie.
      3.2.6.   Értékelés
      A lassulási görbéket a következő módon kell értékelni:
      A ax(t), ay(t) és az(t) mért lassulási görbékből az (1) képlet szerint számított, ares(t) súlyponti lassulást a gravitációs gyorsulás többszöröseként kell kifejezni.
      
                  (1)
               
               
                  
                     
               
            Meg kell határozni azt az időt, amely alatt a lassulás ares mellett a 80g lassulást állandóan túllépi, valamint az ares legnagyobb lassulást. A HIC értéket a tompa koponyasérülés veszélyének mértékeként kell a következő (2) képlettel kell kiszámítani:
      
                  (2)
               
               
                  
                     
               
            Az integrál t1 és t2 határát úgy kell megválasztani, hogy az integrál a legnagyobb értékét vegye fel.
      4.   KOPÁSÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT
      4.1.   A készülék
      
                  4.1.1.
               
               
                  A 4. ábrán vázlatosan bemutatott koptatóberendezés (1) a következőkből áll: középpontjában rögzített vízszintes forgókorong, amely az óramutató járásával ellentétesen forog 65–75/perc fordulatszámmal,
                  
                     4.   ábra
                  
                  
                     A koptatóberendezés vázlata
                  
                  
                     
                  Két, terhelt párhuzamos kar, melyek mindegyike egy speciális koptatókereket tart, amely egy golyóscsapágyazott vízszintes tengelyen szabadon forog, mindegyik koptatókerék egyenként 500 g tömeggel terheli a próbadarabot.
                  A koptatóberendezés forgókorongjának szabályosan, gyakorlatilag egy síkban kell forognia (az eltérés e síktól nem haladhatja meg a ±0,05 mm-t, a forgókorong peremétől 1,6 mm távolságban mérve).
                  A kerekeket úgy kell felszerelni, hogy azok a forgó próbadarabbal érintkezve ellentétes irányban forogjanak, így a vizsgálati minta minden fordulata alatt kétszer fejtenek ki nyomó- és koptatóhatást az hajlított vonalak mentén, egy kb. 30 cm2 nagyságú gyűrű alakú területen.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  A koptatókerekek (2) – amelyek mindegyike 45–50 mm átmérőjű és 12,5 mm vastagságú – középkemény gumiba ágyazott különleges finomszemcsés koptatóanyagból állnak. A kerekek keménysége 72 ±5 IRHD, a koptatófelület középvonalán egymástól azonos távolságban lévő négy ponton mérve, az alkalmazott nyomás függőlegesen hat a kerékátmérő mentén, és az értékeket a nyomás teljes kifejtésétől számított 10 másodpercen belül kell leolvasni.
                  A koptatókerekeket a használathoz egy sík üvegtáblán lassan forgatva kell előkészíteni annak érdekében, hogy felületük tökéletesen egyenletes legyen.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  A fényforrás olyan izzólámpa, amelynek izzószálai egy 1,5 × 1,5 × 3 mm méretű párhuzamos csőben találhatóak. Az alkalmazott feszültségnek olyannak kell lennie, hogy a színhőmérséklet 2 856 ± 50 K legyen. A feszültséget ± 1/1 000 pontossággal kell stabilizálni. A feszültség ellenőrzésére szolgáló eszköznek megfelelő pontosságúnak kell lennie.
               
            
                  4.1.4.
               
               
                  Az optikai rendszer egy legalább 500 mm fókusztávolságú (f), kromatikus hibákra korrigált lencse. A teljes lencsenyílás nem lehet nagyobb f/20-nál. A lencse és a fényforrás közötti távolságot úgy kell beállítani, hogy lényegében párhuzamos fénysugár alakuljon ki. Egy fényrekeszt kell beiktatni, amely a fénysugár átmérőjét 7 mm-re ±1 mm korlátozza. E fényrekeszt a lencsétől 100 mm ±50 mm távolságban kell elhelyezni, a fényforrástól távolabbi oldalon.
               
            
                  4.1.5.
               
               
                  A szórt fényt mérő berendezés (lásd az 5. ábrát) egy 200–250 mm átmérőjű integráló gömbbel rendelkező fotocella. A gömbnek fénybevezető és fénykivezető nyílása van. A fénybevezető nyílás kör alakú és átmérője legalább kétszer akkora, mint a fénysugár átmérője. A gömb fénykivezető nyílását vagy fénycsapdával, vagy visszaverő mintával kell ellátni, a 4.4.3. szakasz szerinti eljárás alapján. A fénycsapda akkor nyeli el a fényt, ha a fénysugár útjában nincs próbadarab.
                  A fénysugár tengelyének át kell mennie a fénybevezető és kivezető nyílás középpontján. A fénykivezető nyílás b átmérőjének 2 a × tg 4° nagyságúnak kell lennie, ahol a a gömb átmérője. A fotocellát úgy kell felszerelni, hogy azt ne érhesse a fénybevezető nyílásból vagy az mintából közvetlenül érkező fény.
                  Az integráló gömb és a fényvisszaverő minta belső felületének azonos fényvisszaverő képességűnek, mattnak és nem szelektívnek kell lennie.
                  A fotocella kimenetének az alkalmazott fényintenzitások tartományában ±2 %-on belül lineárisnak kell lennie. A készülék szerkezetének olyannak kell lennie, hogy ne legyen megfigyelhető kitérés a galvanométeren akkor, ha a gömb sötét.
                  A teljes készüléket rendszeres időközökben ellenőrizni kell, meghatározott homályosságú hitelesítő etalonok segítségével.
                  Ha a homályosságméréseket a fentiektől eltérő készülékkel vagy módszerekkel végzik, úgy szükség esetén az eredményeket korrigálni kell, úgy, hogy azok megegyezzenek a fent leírt készülékkel kapott eredményekkel.
                  
                     5.   ábra
                  
                  
                     Homályosságmérő
                  
                  
                     
               
            4.2.   A vizsgálat feltételei
      
                  Hőmérséklet
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5 oC
               
            
                  Nyomás
               
               
                  :
               
               
                  860–1 060 mbar
               
            
                  Relatív páratartalom
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 %
               
            4.3.   A próbadarabok
      A próbadarabok olyan sík négyzetek, amelyek oldalai 100 mm méretűek, mindkét felületük lényegében sík és párhuzamos, és szükség esetén a középpontba fúrt, 6,4 mm átmérőjű rögzítő furattal rendelkeznek.
      4.4.   A vizsgálat módja
      A kopásvizsgálatot a próbadarab azon felületén kell elvégezni, amelyik a járműbe szerelt az üvegtábla külső oldalának felel meg, azonban műanyaggal fedett üvegtábla esetében a belső oldalnak megfelelő felületen is.
      
                  4.4.1.
               
               
                  A próbadarabot közvetlenül koptatás előtt és után az alábbi módon kell megtisztítani:
                  
                              a)
                           
                           
                              tiszta folyóvíz alatt vászonanyaggal letörölni;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              desztillált, illetve ásványi anyagoktól mentes vízzel leöblíteni;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              oxigénnel vagy nitrogénnel szárazra fúvatni;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              az esetleges víznyomokat nedves vászonnal finoman felitatva eltávolítani. Ha szükséges, akkor két vászon közé helyezve, finoman nyomkodva kell szárítani.
                           
                        Az ultrahangos berendezéssel való kezelést kerülni kell. Tisztítás után a darabokat csak a szélüknél szabad megfogni, és azokat olyan módon kell tárolni, hogy a felületek károsodása vagy szennyeződése megelőzhető legyen.
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  A próbadarabokat legalább 48 órán keresztül 20 oC ±5 oC hőmérsékleten 60 % ±20 % relatív páratartalmú környezetben kell kondicionálni.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  A próbadarabot közvetlenül az integráló gömb fénybevezető nyílása elé kell helyezni. A próbadarab felületének merőlegese és a fénysugár tengelye által bezárt szög 8°-nál nem lehet nagyobb.
                  Négy értéket kell leolvasni az alábbi táblázatokban megadottak szerint:
                  
                              Leolvasás
                           
                           
                              Próbadarabbal
                           
                           
                              Fénycsapdával
                           
                           
                              Fényvisszaverő mintával
                           
                           
                              A képviselt mennyiség
                           
                        
                              T1
                              
                           
                           
                              Nem
                           
                           
                              Nem
                           
                           
                              Igen
                           
                           
                              Beeső fény
                           
                        
                              T2
                              
                           
                           
                              Igen
                           
                           
                              Nem
                           
                           
                              Igen
                           
                           
                              A próbadarabon áthaladó teljes fény
                           
                        
                              T3
                              
                           
                           
                              Nem
                           
                           
                              Igen
                           
                           
                              Nem
                           
                           
                              A készülék és a próbadarab által szórt fény
                           
                        
                              T4
                              
                           
                           
                              Igen
                           
                           
                              Igen
                           
                           
                              Nem
                           
                           
                              A készülék és a próbadarab által szórt fény
                           
                        A T1, T2, T3 és T4 leolvasást a próbadarab más-más meghatározott helyein meg kell ismételni az egyenletesség megállapítása érdekében.
                  Ki kell számítani a Tt = T2/T1 teljes átbocsátási együtthatót.
                  A Td szórt átbocsátási együtthatót az alábbiak szerint kell kiszámítani:
                  
                     
                  A százalékos szórt homályosságot vagy a szórt fényt vagy mindkettőt az alábbiak szerint kell kiszámítani:
                  A százalékos szórt homályosságot vagy a szórt fényt vagy mindkettőt az alábbiak szerint kell kiszámítani: = 
                  A fenti képlettel összhangban kell meghatározni a nem koptatott felület egymástól egyenlő távolságban lévő legalább négy pontján a próbadarab kezdeti homályosságát. Minden próbadarabra ki kell számítani az eredmények átlagát. Négy mérés helyett az átlag a próbadarab egyenletesen, 3/min fordulatszámon történő forgatásával is meghatározható.
                  Három vizsgálatot kell végrehajtani azonos terheléssel minden biztonsági üvegezésen. A homályosságot kell használni a felszín alatti kopás mértékeként, miután a próbadarabon elvégezték a kopásvizsgálatot.
                  A fenti képlettel összhangban meg kell határozni a koptatott terület által szórt fényt a pálya hosszában egymástól egyenlő távolságban lévő, legalább négy ponton. Minden próbadarabra ki kell számítani az eredmények átlagát. Négy mérés helyett az átlag a próbadarab egyenletesen, 3/min fordulatszámon történő forgatásával is meghatározható.
               
            4.5.   A kopásvizsgálatot kizárólag akkor kell elvégezni, ha a vizsgálólaboratórium a rendelkezésére álló információk alapján azt szükségesnek ítéli.
      Üveg–műanyagok kivételével, például a közbenső rétegben vagy az anyagvastagságban bekövetkezett változások esetén további vizsgálat rendszerint nem szükséges.
      4.6.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      5.   HŐÁLLÓSÁG VIZSGÁLATA
      5.1.   A vizsgálat módja
      100 oC hőmérsékletre kell felmelegíteni három vizsgálati próbadarabot vagy három, legalább 300 × 300 mm méretű olyan darabot, amelyet a laboratórium az esettől függően három szélvédőből vagy három nem szélvédő céljára szolgáló üvegtáblából vett, és amelyeknek egyik oldala az üveg felső széléből van. E hőmérsékletet két órán keresztül fenn kell tartani, majd a vizsgálati mintákat vagy próbadarabokat hagyni kell szobahőmérsékletűre lehűlni. Ha a biztonsági üvegtábla mindkét külső felülete szervetlen anyagból készült, úgy a vizsgálat olyan módon is elvégezhető, hogy a próbadarabot függőlegesen, forrásban lévő vízbe merítik az előírt időtartamra, ügyelve a nemkívánatos hősokk elkerülésére. Ha a mintákat szélvédőkből vágták ki, úgy minden próbadarab egyik széle a szélvédő szélének része legyen.
      5.2.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                   
               
               
                  Színtelen
               
               
                  Színezett
               
            
                  A közbenső réteg színezése
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      5.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  5.3.1.
               
               
                  A hőállóság-vizsgálat eredménye akkor pozitív, ha buborékok vagy más hibák nem keletkeztek a vágatlan széltől 15 mm-nél nagyobb távolságban vagy a próbadarab, illetve a minta vágott szélétől 25 mm-nél nagyobb távolságban, illetve a vizsgálat alkalmával keletkező repedésektől 10 mm-nél nagyobb távolságban.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  A jóváhagyás céljából bemutatott próbadarab- vagy mintasorozat a hőállóság vizsgálata szempontjából akkor megfelelő, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:
                  
                              5.3.2.1.
                           
                           
                              minden vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              5.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            6.   A BESUGÁRZÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      6.1   Vizsgálati módszer
      6.1.1.   A készülék
      
                  6.1.1.1.
               
               
                  Sugárzóforrás, amely egy közepes nyomású, ózonmentes típusú, függőleges tengelyű, kvarccsöves izzóval ellátott higanygőz ívfénylámpa. A lámpa névleges méretei: hossza 360 mm, átmérője 9,5 mm. Az ív hossza 300 ±4 mm. A lámpát 750 ±50 W teljesítménnyel kell működtetni.
                  Olyan más sugárzóforrás is használható, amely ugyanazon hatásokat hozza létre, mint a fent leírt lámpa. Annak ellenőrzésére, hogy a felhasznált másik forrás hatásai azonosak, összehasonlítást kell végezni, megmérve a 300–450 nm hullámhossztartományban kibocsátott energia nagyságát, alkalmas szűrőkkel minden egyéb hullámhosszt ki kell szűrni. Ezután e másik sugárzóforrást e szűrőkkel kell használni.
                  Olyan biztonsági ablaküvegek esetében, amelyekre nincs kielégítő korreláció e vizsgálat és a felhasználási feltételek között, a vizsgálati feltételeket felül kell vizsgálni.
               
            
                  6.1.1.2.
               
               
                  A tápfeszültség-transzformátornak és a kondenzátornak a lámpát (6.1.1.1. szakasz) legalább 1 100 V indító csúcsfeszültséggel és 500 ±50 V üzemi feszültséggel kell ellátnia.
               
            
                  6.1.1.3.
               
               
                  Készülék, amely a próbadarabok rögzítésére és az egyenletes besugárzás érdekében a középpontban elhelyezett sugárzóforrás körül percenként 1–5/min fordulatszámmal való forgatására szolgál.
               
            6.1.2.   A próbadarabok
      
                  6.1.2.1.
               
               
                  A próbadarabok mérete: 76 × 300 mm.
               
            
                  6.1.2.2.
               
               
                  A próbadarabokat a laboratóriumban az alábbi módon kell kivágni az üvegtáblák felső részéből:
                  
                               
                           
                           
                              A nem szélvédő céljára szolgáló üvegtáblák esetében a próbadarab felső szélének meg kell felelnie a tábla felső szélének,
                           
                        
                               
                           
                           
                              Szélvédők esetében a próbadarab felső szélének meg kell felelnie azon mező felső határának, amelyben a rendes átbocsátóképességet e melléklet 9.1.2.2. szakaszával összhangban mérik és meghatározzák.
                           
                        
            6.1.3.   A vizsgálat módja
      Besugárzás előtt ellenőrizni kell a három próbadarab rendes átbocsátási együtthatóját az e melléklet 9.1.1–9.1.2. szakaszában meghatározott eljárás szerint. A próbadarabok egy részét védeni kell a sugárzástól, majd a próbadarabokat a lámpa tengelyétől 230 mm-re a vizsgálóberendezésbe kell helyezni, a lámpa tengelyével párhuzamosan. A vizsgálat alatt a próbadarabok hőmérsékletét 45 ±5 oC hőmérsékleten kell tartani.
      A próbadarabok azon felületének, amely a jármű üvegezett külső részét alkotja, a lámpával szemben kell lennie. A 6.1.1.1. szakasz szerinti lámpatípus esetében a sugárzási idő 100 óra. A besugárzás után ismét meg kell mérni az egyes próbadarabok besugárzott felületén a fényátbocsátást.
      6.1.4.   A fenti eljárással összhangban minden próbadarabot vagy mintát (összesen három darabot) ki kell tenni a sugárzás hatásának úgy, hogy a sugárzás a próbadarab vagy minta minden szakaszában az alkalmazott közbenső rétegen ugyanazon hatást eredményezze, mint amelyet 100 órán át tartó 1 400 W/m2 erősségű napsugárzás hozna létre.
      6.2.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                   
               
               
                  Színtelen
               
               
                  Színezett
               
            
                  Az üveg színezése:
               
               
                  2
               
               
                  1
               
            
                  A közbenső réteg színezése
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      6.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.3.1.
               
               
                  A sugárzásállósági vizsgálat eredménye akkor pozitív, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
                  
                              6.3.1.1.
                           
                           
                              az e melléklet 9.1.1. és 9.1.2. szakaszával összhangban mért teljes fényátbocsátás nem csökken a besugárzás előtti eredeti érték 95 %-a alá, és semmi esetre sem kisebb a következő értéknél:
                              
                                          6.3.1.1.1.
                                       
                                       
                                          70 % olyan nem szélvédő céljára szolgáló ablaküvegek esetében, amelyeknek meg kell felelniük a járművezető bármely irányú látóterére vonatkozó követelményeknek,
                                       
                                    
                                          6.3.1.1.2.
                                       
                                       
                                          70 % szélvédő esetében azon mezőben, amelyben a rendes fényátbocsátást az alábbi 9.1.2.2. szakasz szerint kell mérni.
                                       
                                    
                        
                              6.3.1.2.
                           
                           
                              A próbadarab vagy minta azonban fehér háttér előtt nézve kismértékű színeződést mutathat a sugárzás után, de egyéb hibája nem lehet.
                           
                        
            
                  6.3.2.
               
               
                  A jóváhagyás céljából bemutatott próbadarab- vagy mintasorozat a sugárzásállósági vizsgálat szempontjából akkor megfelelő, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:
                  
                              6.3.2.1.
                           
                           
                              minden vizsgálat eredménye megfelelő,
                           
                        
                              6.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            6.4.   Szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálata
      6.4.1.   Vizsgálati módszer
      6.4.1.1.   A készülék
      6.4.1.1.1.   Hosszú ívű xenonlámpa
      A besugárzó berendezésnek (3) sugárzási forrásként hosszú ívű xenonlámpát kell használnia, de megengedett más, a szükséges mértékű ultraibolya besugárzást eredményező módszer is. A hosszú ívű xenonlámpa annyiban előnyös, hogy megfelelő szűrés és karbantartás mellett a természetes napsugárzást legjobban megközelítő spektrumot ad. Ebből a célból a kvarc xenon fénycsövet megfelelő boroszilikát üveg optikai szűrővel (szűrőkkel) kell ellátni (4). A használt xenonlámpákat megfelelő, 50 vagy 60 Hz-es áramellátásra alkalmas induktív transzformátorokról és elektromos berendezésről kell működtetni.
      A besugárzó berendezésben lennie kell a következők mérésére és/vagy szabályozására alkalmas berendezésnek:
      
                  —
               
               
                  sugárzás,
               
            
                  —
               
               
                  fekete standard hőmérséklet,
               
            
                  —
               
               
                  vízpermet,
               
            
                  —
               
               
                  működési ütem vagy ciklus.
               
            A besugárzó berendezésnek olyan inert anyagból kell készülnie, mely nem szennyezi a vizsgálat során használt vizet.
      A sugárzást a próbadarab felületén kell mérni, és azt a besugárzó berendezés gyártójának ajánlásai szerint kell szabályozni.
      A teljes ultraibolya (5) besugárzást (Joule per négyzetméter) mérni kell vagy ki kell számítani, és ezt kell a vizsgálati tárgy elsődleges mérésének tekinteni.
      6.4.1.2.   Vizsgálati tárgy
      A vizsgálati tárgy méreteinek rendszerint a besugárzás után mérendő tulajdonság(ok) mérésére szolgáló vizsgálati módszerben megadottnak kell lenniük.
      Az ellenőrző és vizsgálati tárgyak számát minden egyes vizsgálati körülményre vagy besugárzási szakaszra meg kell határozni, a vizsgálati módszerben a vizuális értékeléshez meghatározott tárgyak számán felül.
      Ajánlott, hogy a vizuális értékelést a legnagyobb méretű vizsgálati tárgyon végezzük.
      6.4.1.3.   A vizsgálat módja
      A melléklet 9.1. szakasza szerit mérjük meg a besugárzandó vizsgálati tárgy(ak) fényátbocsátását. A melléklet 4. szakasza szerint mérjük meg az ellenőrző tárgy(ak)on a felület kopásállóságát. Az egyes vizsgálat tárgyak azon felületének, amely a jármű üvegezett külső felületét alkotja, a lámpával szemben kell lennie. A besugárzás egyéb feltételei a következők:
      
                  6.4.1.3.1.
               
               
                  A besugárzás vizsgálati tárgy teljes felületén ± 10 %-nál nagyobb eltéréseket nem mutathat.
               
            
                  6.4.1.3.2.
               
               
                  A lámpa szűrőit megfelelő időközönként tisztítószerrel és vízzel meg kell tisztítani. A xenon ívlámpa szűrőit a berendezés gyártójának ajánlásai szerint kell cserélni.
               
            
                  6.4.1.3.3.
               
               
                  A besugárzó berendezésen belüli hőmérsékletet a ciklus száraz szakaszában megfelelő légkeringetéssel kell szabályozni, az állandó fekete standard hőmérséklet fenntartására.
                  A xenon ívlámpás besugárzó berendezésben ez a hőmérséklet 70 ± 3 oC, a fekete standard hőmérővel vagy ezzel egyenértékű eszközön mérve.
                  A fekete standard hőmérőt a vizsgálati tárgy tartóállványára kell felszerelni, és akkor kell leolvasni, amikor a hőmérséklet a besugárzás alatt a legmagasabb értéket eléri.
               
            
                  6.4.1.3.4.
               
               
                  A besugárzó berendezésen belüli relatív páratartalmat a ciklus száraz szakaszában 50 ± 5 %-on kell tartani.
               
            
                  6.4.1.3.5.
               
               
                  A permetezési szakaszban használt ioncserélt víz szilikon-dioxid tartalmának 1 ppm alatt kell lennie, és nem hagyhat a vizsgálati tárgyon a későbbi méréseket befolyásoló tartós lerakódást vagy maradékot.
               
            
                  6.4.1.3.6.
               
               
                  A víz pH-értékének 6,0 és 8,0 között kell lennie és a vezetőképesség nem érheti el az 5 mikrosiemenst
               
            
                  6.4.1.3.7.
               
               
                  A víz hőmérsékletének a besugárzó berendezésbe való belépési vonalon meg kell egyeznie a környezeti hőmérséklettel.
               
            
                  6.4.1.3.8.
               
               
                  A víznek ahhoz megfelelő erősségű finom permet formájában kell a vizsgálati tárgyra kerülnie, hogy azt egyenletesen, a behatáskor azonnal bevonja.
                  A vízpermetet csak a vizsgálati tárgy fényforrás irányába eső részére kell irányítani. Nem megengedett a permetvíz újbóli felhasználása vagy a vizsgálati tárgy vízbe merítése.
               
            
                  6.4.1.3.9.
               
               
                  A vizsgálati tárgyakat forgatni kell az ív körül annak érdekében, hogy egységes fényeloszlás valósuljon meg. A besugárzó berendezésen belül minden helyet be kell tölteni vizsgálati tárgyakkal vagy pótlékokkal annak biztosítására, hogy a hőmérséklet eloszlása egyenletes legyen. A vizsgálati tárgyakat keretekben kell tartani, hogy hátoldaluk a mérőkamrában legyen. A mérőkamra faláról a tárgyak fekete hátsó felületére való visszaverődés azonban nem megengedett. Ha szükséges, a mintákat a visszaverődés megakadályozására le lehet árnyékolni, amennyiben ez nem akadályozza a tárgy felületén a szabad légáramlást.
               
            
                  6.4.1.3.10.
               
               
                  A besugárzó berendezést folyamatos világításból és köztes vízpermetből kétórás ciklusokban kell működtetni. Minden kétórás ciklust a következőképpen kell felosztani: 102 percen keresztül a vizsgálati tárgyakat vízpermet nélkül kell megvilágítani, 18 percen keresztül pedig vízpermettel.
               
            6.4.1.4.   Értékelés
      A besugárzás után a vizsgálati tárgyakat – szükség esetén – meg lehet tisztítani a gyártó által ajánlott eljárással, a maradékanyagok eltávolítására.
      A besugárzott vizsgálati tárgyakat vizuális vizsgálatnak kell alávetni a következő tulajdonságok tekintetében:
      
                  —
               
               
                  buborékok,
               
            
                  —
               
               
                  elszíneződés,
               
            
                  —
               
               
                  homályosodás,
               
            
                  —
               
               
                  észrevehető bomlás.
               
            Mérjük meg a besugárzott vizsgálati tárgyak fényátbocsátását.
      6.4.1.5.   Az eredmények megadása
      A besugárzott vizsgálati tárgyak vizuális értékelését a besugárzásnak ki nem tett ellenőrző tárgyak külső megjelenéséhez viszonyítva kell feljegyezni.
      A mért rendes fényátbocsátás nem térhet el 5 %-ot meghaladó mértékben a besugárzásnak ki nem tett mintán eredetileg mért értéktől és nem eshet az alábbi értékek alá:
      70 % szélvédők, illetve olyan más üvegezés esetében, mely a vezető kilátását befolyásoló helyen található.
      7.   NEDVESSÉGÁLLÓSÁG VIZSGÁLATA
      7.1.   A vizsgálat módja
      Három darab, legalább 300 × 300 mm méretű, négyzet alakú vizsgálati mintát vagy próbadarabot két hétig zárt tartályban, függőlegesen kell tartani, amelyben a hőmérséklet állandóan 50 oC ±2 oC, a relatív páratartalom pedig 95 % ±4 %. Merev műanyag üvegezés és merev műanyag kettős üvegezésű egységek esetében a minták száma tíz.
      A próbadarabokat úgy kell előkészíteni, hogy:
      
                  —
               
               
                  a próbadaraboknak legalább egy pereme megegyezzen az üvegtábla eredeti peremével,
               
            
                  —
               
               
                  ha egyszerre több próbadarabot kell vizsgálni, úgy közöttük megfelelő távolságot kell biztosítani.
               
            Óvintézkedéseket kell hozni annak elkerülése érdekében, hogy a próbakamra falán vagy mennyezetén képződő kondenzvíz a próbadarabokra csepegjen.
      7.2.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                   
               
               
                  Színtelen
               
               
                  Színezett
               
            
                  A közbenső réteg színezése
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      7.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  7.3.1.
               
               
                  A nedvességállóság vonatkozásában a biztonsági ablaküvegek akkor tekinthetők megfelelőnek, ha a vágatlan szélektől 10 mm-nél, illetve a vágott szélektől 15 mm-nél nagyobb távolságban semmilyen jelentős elváltozás nem tapasztalható közönséges és rétegelt üvegek esetében szobahőmérsékleten eltöltött 2 óra után, illetve műanyaggal fedett ablaküvegek és műanyag üvegezések esetében ugyancsak szobahőmérsékleten eltöltött 48 óra után.
               
            
                  7.3.2.
               
               
                  A jóváhagyás céljából bemutatott próbadarab- vagy mintasorozat a nedvességállóság szempontjából akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbiak közül valamelyik feltétel teljesül:
                  
                              7.3.2.1.
                           
                           
                              minden vizsgálat eredménye megfelelő, vagy
                           
                        
                              7.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            8.   HŐFOKVÁLTOZÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      8.1.   Vizsgálati módszer
      Két 300 × 300 mm méretű próbadarabot 6 óra időtartamra –40 oC ±5 oC hőmérsékletű zárt kamrába kell helyezni, majd ezeket szobahőmérsékleten, 23 oC ±2 oC hőmérsékleten kell tárolni egy óra időtartamon keresztül vagy annyi ideig, amíg a próbadarab hőmérséklete állandósul. Ezután a próbadarabokat 3 óra időtartamra 72 oC ±2 oC hőmérsékletű légáramba kell helyezni. A próbadarabokat azt követően kell megvizsgálni, hogy azokat ismét 23 oC ± 2 oC-os szobahőmérsékletre hoztuk és lehűltek erre a hőmérsékletre.
      8.2.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                   
               
               
                  Színtelen
               
               
                  Színezett
               
            
                  A közbenső réteg színezése vagy a műanyag bevonat színezése
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      8.3   Az eredmények értelmezése
      A hőfokváltozással szembeni ellenállás vizsgálati eredménye akkor tekinthető megfelelőnek, ha a próbadarabokon nincs repedés, elhomályosodás, rétegelválás vagy egyéb nyilvánvaló hiba.
      9.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      9.1.   Fényátbocsátás vizsgálata
      9.1.1.   A készülék
      9.1.1.1.   A fényforrás olyan izzólámpa, amelynek izzószálai egy 1,5 × 1,5 × 3 mm méretű párhuzamos csőben találhatóak. Az alkalmazott feszültségnek olyannak kell lennie, hogy a színhőmérséklet 2 856 ± 50 K legyen. A feszültséget ± 1/1 000 pontossággal kell stabilizálni. A feszültség ellenőrzésére szolgáló eszköznek megfelelő pontosságúnak kell lennie.
      9.1.1.2.   Az optikai rendszer egy legalább 500 mm fókusztávolságú (f), kromatikus hibákra korrigált lencse. A teljes lencsenyílás nem lehet nagyobb f/20-nál. A lencse és a fényforrás közötti távolságot úgy kell beállítani, hogy lényegében párhuzamos fénysugár alakuljon ki. Egy fényrekeszt kell beiktatni, amely a fénysugár átmérőjét 7 mm-re ±1 mm korlátozza. E fényrekeszt a lencsétől 100 mm ±50 mm távolságban kell elhelyezni, a fényforrástól távolabbi oldalon. A mérési pontot a fénysugár középpontjára kell beállítani.
      9.1.1.3.   Mérőberendezés
      A vevő relatív színképi érzékenységének lényegében meg kell egyeznie a fotopos látásra vonatkozó ICI (6) szabvány szerinti fénymérési megfigyelő készülék relatív spektrális megvilágítási hatásával. A vevő érzékeny felülete diffúz anyaggal van bevonva, és nagysága legalább kétszerese az optikai rendszer által kibocsátott fénysugár keresztmetszetének. Integráló gömb használatakor a gömb nyílásának keresztmetszete a sugár párhuzamos részének keresztmetszetét legalább kétszeresen meghaladja.
      A vevő és a hozzá tartozó kijelző műszer linearitásának jobbnak kell lennie, mint a skála effektív részének 2 %-a.
      A vevőt a fénysugár tengelyére kell irányítani.
      9.1.2.   A vizsgálat módja
      A vevő érzékenységét jelző műszert úgy kell beállítani, hogy a kijelzőeszköz 100 skálarészértéket mutasson, amennyiben nincs biztonsági üvegtábla a fény útjában. Ha nem esik fény a vevőre, úgy a műszeren leolvasott értéknek 0-nak kell lennie.
      A biztonsági üvegtáblát a vevőtől a vevő átmérőjének kb. ötszörösével megegyező távolságban kell elhelyezni. A biztonsági üvegtáblát a fényrekesz és a vevő közé kell helyezni, és úgy kell beállítani, hogy a fénysugár beesési szöge 0° ±5° legyen. A biztonsági üvegtábla fényátbocsátási együtthatóját meg kell mérni, és a kijelző műszeren minden mérési pontra le kell olvasni az n osztásszámot. A τr fényátbocsátási együttható rendes értéke n/100.
      9.1.2.1.   Szélvédőkhöz más vizsgálati módszerek is alkalmazhatóak, a szélvédő legsíkabb részéből kivágott próbadarabot vagy olyan különlegesen előkészített sík négyzetet kell e célra felhasználni, amelynek anyag- és vastagsági jellemzői megegyeznek a szélvédő jellemzőivel, a méréseket az üvegtáblára merőlegesen kell elvégezni.
      9.1.2.2.   M1 kategóriájú járművek (7)
      
      szélvédői esetében aa vizsgálatot a 18. melléklet 2.3. szakaszában meghatározott B vizsgálati területen kell elvégezni, kihagyva az ide eső homályosító sötétítés területét.
      Az N1 kategóriájú járművek szélvédői esetében a gyártó kérheti, hogy ugyanazt a vizsgálatot a 18. melléklet 2.3. szakaszában meghatározott B vizsgálati területen, az ide eső homályosító sötétítés területének kihagyásával, vagy pedig az e melléklet 9.2.5.2.3. szakaszában meghatározott I mezőben végezzék el.
      Más járműkategóriák szélvédői esetében a vizsgálatot az e melléklet 9.2.5.2.3. szakaszában meghatározott I mezőben kell elvégezni.
      Azonban mezőgazdasági és erdészeti traktorok és ipari munkagépnek minősülő járművek esetében, amelyeknél nem lehet meghatározni az I mezőt, a vizsgálatot az e melléklet 9.2.5.3. szakasza szerinti I’ mezőben kell elvégezni.
      9.1.3.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                   
               
               
                  Színtelen
               
               
                  Színezett
               
            
                  Az üveg színezése
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            
                  A közbenső réteg színezése (rétegelt szélvédők esetében:
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            
         
      
                   
               
               
                  nincs
               
               
                  van
               
            
                  Árnyékoló és / vagy homályosító sötétítés
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      9.1.4.   Az eredmények értelmezése
      Meg kell mérni kell a rendes fényátbocsátást az e melléklet 9.1.1. szakaszában meghatározott eljárás szerint és az eredményt fel kell jegyezni. Szélvédő esetében ez nem lehet 70 %-nál alacsonyabb. Nem szélvédő céljára szolgáló üvegezés esetében a követelményeket a 21. melléklet határozza meg.
      9.2.   Az optikai torzítás vizsgálata
      9.2.1.   Alkalmazási kör
      A meghatározott eljárás egy olyan vetítéses módszer, amely lehetővé teszi a biztonsági üvegtábla optikai torzításának értékelését.
      9.2.1.1.   Fogalommeghatározások
      
                  9.2.1.1.1.
               
               
                  Optikai eltérés: a biztonsági üvegtáblán keresztül nézett szakasz valódi és látszólagos iránya által bezárt szög. E szög nagysága a nézet irányvonalának beesési szögétől, az üvegtábla vastagságától és dőlésétől, valamint a beesési ponton lévő görbületi sugártól függ.
               
            
                  9.2.1.1.2.
               
               
                  Optikai torzítás M–M’ irányban: a biztonsági üvegtábla felületén az M és M’ pontok között mért Δα szögeltérés algebrai különbsége, e két szakasz közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy vetületeik között a látás irányára merőleges síkban a távolság egy adott Δx legyen (lásd a 6. ábrát).
                  Az óramutató járásával ellentétes irányú eltérés pozitív, míg az ezzel ellenkező irányú negatív.
               
            
                  9.2.1.1.3.
               
               
                  Optikai torzítás az M ponton: a legnagyobb optikai torzítás az M ponttól az összes M–M’ irányra.
                  
                     6.   ábra
                  
                  
                     Az optikai torzítás vázlatos bemutatása
                  
                  
                     
                  MEGJEGYZÉSEK:
                  
                              Δα = α1 – α2,
                           
                           
                              azaz az optikai torzítás az M–M' irányban.
                           
                        
                              Δx = MC
                           
                           
                              azaz a látás irányával párhuzamos és az M, illetve M' ponton áthaladó két egyenes vonal távolsága.
                           
                        
            9.2.1.2.   A készülék
      A módszer értelmében a vizsgálandó biztonsági üvegtáblán keresztül egy vetítőernyőre ki kell vetíteni valamilyen alkalmas diát (rasztert). A torzítás mértékét az mutatja, hogy a kivetített kép alakja mennyire változik meg akkor, ha a fény útjába biztonsági üvegtáblát helyeznek.
      A készülék a 9. ábrán látható elrendezésben a következő elemekből áll:
      
                  9.2.1.2.1.
               
               
                  Jó minőségű, nagy fényerejű pontszerű fényforrással rendelkező vetítő, amelynek például a következő jellemzői vannak:
                  
                               
                           
                           
                              legalább 90 mm fókusztávolság,
                           
                        
                               
                           
                           
                              kb. 1/2,5 nyílás,
                           
                        
                               
                           
                           
                              150 W-os kvarc halogénlámpa (szűrő nélküli használatnál)
                           
                        
                               
                           
                           
                              250 W-os kvarc halogénlámpa (zöld szűrő használata esetén).
                           
                        A diavetítő vázlatát a 7. ábra mutatja. Egy 8 mm átmérőjű fényrekeszt kell elhelyezni kb. 10 mm-rel az elülső lencse előtt.
                  
                     7.   ábra
                  
                  
                     A diavetítő optikai kialakítása
                  
                  
                     
               
            
                  9.2.1.2.2.
               
               
                  A diák (raszterek) pl. sötét háttéren lévő fényes körök rendszeréből állnak (lásd a 8. ábrát). A diáknak elég jó minőségűnek és megfelelő élességűnek kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a mérés elvégzését 5 %-nál kisebb hibával.
                  A vizsgálandó biztonsági üvegtábla nélkül a körök méreteinek olyanoknak kell lenniük, hogy ha ezeket kivetítik, úgy
                  
                      átmérőjű körök rendszerét alkossák, ahol Δx = 4 mm (lásd a 6. és 9. ábrát).
                  
                     8.   ábra
                  
                  
                     A dia kinagyított szakasza
                  
                  
                     
                  
                     9.   ábra
                  
                  
                     A készülék összeállítása az optikai torzítás vizsgálatához
                  
                  
                     
                  
                              R1
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              4 m
                           
                        
                              R2
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              2–4 m (4 m ajánlott)
                           
                        
            
                  9.2.1.2.3.
               
               
                  Tartóállvány, lehetőleg olyan, amely lehetővé teszi a függőleges és vízszintes letapogatást, továbbá a biztonsági üveg forgatását.
               
            
                  9.2.1.2.4.
               
               
                  Ellenőrző sablon a méretváltozás mérésére, ha gyors értékelésre van szükség. A 10. ábra egy megfelelő szerkezetet mutat be.
                  
                     10.   ábra
                  
                  
                     A megfelelő ellenőrző sablon kialakítása
                  
                  
                     
               
            9.2.1.3.   A vizsgálat módja
      9.2.1.3.1.   Általános előírások
      A biztonsági üvegtáblát a jelzett dőlésszöggel kell a tartóállványra szerelni (9.2.1.2.3. szakasz). A vizsgálathoz használt képet át kell vetíteni a vizsgálandó területen. A biztonsági üvegtáblát el kell fordítani, illetve függőlegesen vagy vízszintesen el kell mozdítani, hogy az előírt teljes terület vizsgálható legyen.
      9.2.1.3.2.   Értékelés ellenőrző sablonnal
      Ahol elegendő az olyan gyors értékelés, amelyben a lehetséges hibahatár elérheti a 20 %-ot, az A értékét (lásd 10. ábra) az eltérés változását megadó ΔαL határértékből, valamint a biztonsági üvegtábla és a vetítőernyő közötti távolságot megadó R2 értékből a következők szerint kell kiszámítani:
      A = 0,145 ΔαL – R2
      
      A vetített kép átmérőjének változása Δd és a szögeltérés változása Δα közötti összefüggést az alábbi képlet adja:
      Δd = 0,29 Δα R2
      
      ahol:
      
                  Δd
               
               
                  méretek milliméterben
               
            
                  A
               
               
                  méretek milliméterben
               
            
                  ΔαL
                  
               
               
                  ívpercben megadva
               
            
                  Δα
               
               
                  ívpercben megadva
               
            
                  R2
                  
               
               
                  méterben megadva.
               
            9.2.1.3.3.   Mérés fotoelektromos készülékkel
      Ha a hibahatárérték 10 %-át el nem érő pontosságú mérésre van szükség, akkor úgy kell mérni a vetítési tengelyen a Δd-t, hogy a fényfolt szélességének értékét azon a ponton kell venni, ahol a fényerősség a fénypont fényerőssége legnagyobb értékének 0,5-szerese.
      9.2.1.4.   Az eredmények megadása
      A biztonsági ablaküvegek optikai torzítását úgy lehet meghatározni, hogy meg kell mérni a Δd értékét a felület bármely pontján és minden irányban, a Δd max érték meghatározása érdekében.
      9.2.1.5.   Alternatív eljárás
      A vetítési eljárások alternatívájaként a sztrioszkópos eljárás is megengedett, feltéve hogy megmarad a 9.2.1.3.2. és 9.2.1.3.3. szakasz szerinti mérési pontosság.
      9.2.1.6.   A Δ x távolság nem haladhatja meg a 4 mm-t.
      9.2.1.7.   A szélvédőt ugyanazon dőlésszögben kell felszerelni, ahogyan az a járművön is felszerelésre kerül.
      9.2.1.8.   A vízszintes síkban a vetítés tengelye megközelítőleg derékszöget zár be az e síkban lévő szélvédő nyomvonalával.
      9.2.2.   A következő méréseket kell elvégezni:
      
                  9.2.2.1.
               
               
                  M1 kategóriájú járművek esetében az A vizsgálati területen, mely a jármű középsíkjáig terjed, és a szélvédő jármű középsíkjától vett ezzel szimmetrikus részén, valamint a 18. melléklet 2.4. szakasza szerint a B. csökkentett vizsgálati területen is.
               
            
                  9.2.2.2.
               
               
                  A nem M1 kategóriájú M és N kategóriájú járművek:
                  
                              a)
                           
                           
                              M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében az e melléklet 9.2.5.2. szakaszában meghatározott I mezőben;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              az e melléklet 9.2.5.2. szakaszában meghatározott I mezőben vagy az A vizsgálati területen, mely a jármű középsíkjáig terjed, és a szélvédő jármű középsíkjától vett ezzel szimmetrikus részén, valamint a 18. melléklet 2.4. szakasza szerint a B. csökkentett vizsgálati területen is.
                           
                        
            
                  9.2.2.3.
               
               
                  Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és ipari munkagépnek minősülő járművek esetében, amelyeknél nem lehet meghatározni az I mezőt, a vizsgálatot az e melléklet 9.2.5.3. szakasza szerinti I’ mezőben kell elvégezni.
               
            
                  9.2.2.4.
               
               
                  A jármű típusa
                  A vizsgálatot meg kell ismételni, ha a szélvédőt olyan típusú járműre kell felszerelni, amelynek előre irányuló látómezője eltér azon jármű látómezőjétől, amelyre a szélvédőt már jóváhagyták.
               
            9.2.3.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      9.2.3.1.   Az anyag fajtája
      
                  Csiszolt táblaüveg
               
               
                  Úsztatott üveg
               
               
                  Síküveg
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            9.2.3.2.   Egyéb másodlagos jellemzők
      Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      9.2.4.   A minták száma
      A vizsgálatra négy mintát kell benyújtani.
      9.2.5.   A mezők meghatározása
      
                  9.2.5.1.
               
               
                  Ezen előírás 18. melléklete határozza meg az A és B mezőt az M1 és N1 járműkategória szélvédői tekintetében.
               
            
                  9.2.5.2.
               
               
                  A nem M1 kategóriájú M és N kategóriájú járművek szélvédői tekintetében a mezők meghatározása a következők alapján történik:
                  
                              9.2.5.2.1.
                           
                           
                              a szemmagasság pontja, amely a vezetőülés R pontja felett 625 mm-rel van a kormánykerék tengelyén áthaladó síkban azon jármű hosszanti középsíkjával párhuzamosan, melyhez a szélvédőt tervezték. A szemmagassági pontot a továbbiakban „0” jelöli,
                           
                        
                              9.2.5.2.2.
                           
                           
                              az OQ egyenes, az a vízszintes egyenes, amely áthalad a 0 szemmagassági ponton és merőleges a jármű hosszanti középsíkjára.
                           
                        
                              9.2.5.2.3.
                           
                           
                              Az I mező a szélvédőnek azon mezője, amelyet a szélvédőn az alábbi 4 sík metszésvonala határol:
                              
                                          P1 —
                                       
                                       
                                          függőleges sík, amely átmegy az O-n és 15o-os szöget zár be a jármű hosszanti középsíkjának bal oldalával,
                                       
                                    
                                          P2 —
                                       
                                       
                                          a jármű hosszanti középsíkjához képest a P1-gyel szimmetrikus, függőleges sík,
                                          ha ez nem lehetséges (pl. hosszanti szimmetria-középsík hiányában), úgy a P2 a P1-gyel – a járműnek a 0 ponton átmenő hosszanti síkjához képest – szimmetrikus sík,
                                       
                                    
                                          P3 —
                                       
                                       
                                          az OQ egyenesen áthaladó sík, amely a vízszintes síkkal felül 10°-os szöget zár be,
                                       
                                    
                                          P4 —
                                       
                                       
                                          az OQ egyenesen áthaladó sík, amely a vízszintes síkkal alul 8°-os szöget zár be.
                                       
                                    
                        
            
                  9.2.5.3.
               
               
                  Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és ipari munkagépnek minősülő járművek esetében, amelyeknél nem lehet meghatározni az I mezőt, az I’ mezőt a szélvédő teljes felülete alkotja.
               
            9.2.6.   Az eredmények értelmezése
      Az optikai torzítás szempontjából a szélvédőtípus akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgálatra benyújtott négy mintán az optikai torzítás nem haladja meg az alábbiakban az egyes mezőkre megadott értéket
      
                  Járműkategória
               
               
                  Mező
               
               
                  Az optikai torzítás maximális értéke
               
            
                  M1 és N1
               
               
                  A – kiterjesztve a 9.2.2.1. szakasz szerint
               
               
                  2' ívperc
               
            
                  B – szűkítve a 18. melléklet 2.4. szakasza szerint
               
               
                  6' ívperc
               
            
                  M és N kategória az M1kivételével
               
               
                  I
               
               
                  2' ívperc
               
            
                  Más járműkategóriák
               
               
                  I'
               
               
                  2' ívperc
               
            
                  9.2.6.1.
               
               
                  Az M és N kategóriájú járművek esetében nem kell mérést végezni a széleken 25 mm széles sávban.
               
            
                  9.2.6.2.
               
               
                  Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és ipari munkagépnek minősülő járművek esetében nem kell méréseket végezni a széleken 100 mm széles sávban.
               
            
                  9.2.6.3.
               
               
                  Osztott szélvédőknél a szélvédő elválasztó oszlopához illeszkedő tábla szélétől számított 35 mm széles sávon belül nem kell mérést végezni.
               
            
                  9.2.6.4.
               
               
                  Az I és A mezőnek a szélvédő szélétől 100 mm-nél közelebb levő minden részére legfeljebb 6'-os ív megengedett.
               
            
                  9.2.6.5.
               
               
                  A követelménytől kismértékű eltérés megengedett a 18. melléklet 2.4. szakasza szerint szűkített B mérési területen, amennyiben ezek helyét a jelentésben meghatározzák és rögzítik.
               
            9.3.   Kettős kép kialakulásának vizsgálata
      9.3.1.   Alkalmazási kör
      Kétféle elismert eljárás létezik:
      
                   
               
               
                  céltáblás vizsgálat, és
               
            
                   
               
               
                  kollimátoros-távcsöves vizsgálat.
               
            E vizsgálati módszerek alkalmazhatók adott esetben jóváhagyáshoz, minőség-ellenőrzéshez vagy termékértékelési célokra.
      9.3.1.1.   Céltáblás vizsgálat
      9.3.1.1.1.   A készülék
      E módszernél egy megvilágított céltárgyat kell a biztonsági üvegtáblán keresztül vizsgálni. A céltárgy készülhet olyan kivitelben, hogy a vizsgálat egyszerű megfelel/nem felel meg ítélet alapján legyen végezhető.
      A céltárgy lehetőleg a következő típusok valamelyike, azaz:
      
                  a)
               
               
                  megvilágított, gyűrű alakú céltárgy, amelynek D külső átmérője η ívperc szöget zár be az x méterre lévő ponton (11.a. ábra), vagy
               
            
                  b)
               
               
                  a céltárgy egy megvilágított ”cél- és foltgyűrű”, amelyek méretei olyanok, hogy a folt szélén lévő ponttól a kör belsejében lévő legközelebbi pontig mért D távolság az x méterre lévő ponton η ívperc szöget zár be (11.b. ábra), ahol
                  n a kettős kép kialakulása határértéke,
                  x a biztonsági üvegtábla és a céltárgy közötti távolság (min. 7 m),
                  D az alábbi képlet szerint: D = x. tg n
               
            A megvilágított céltárgy egy kb. 300 × 300 × 150 mm méretű kivilágított dobozból áll, amelynek elejét célszerű olyan üvegből készíteni, amely vagy nem áttetsző fekete papírral, vagy matt fekete festékkel van befedve.
      A dobozt megfelelő fényforrásnak kell megvilágítania. A doboz belsejét matt fehér festékkel kell bevonni. Más céltárgyalakok is használhatók, mint pl. amilyet a 14. ábra szemléltet. Elfogadható a céltárgyrendszer vetítőrendszerrel való helyettesítése és a keletkező képek képernyőn történő vizsgálata.
      9.3.1.1.2.   A vizsgálat módja
      A biztonsági üvegtáblát alkalmas állványra kell szerelni, az előírt dőlésszögben úgy, hogy a megfigyelés a céltárgy közepén áthaladó vízszintes síkban legyen végezhető. A kivilágított dobozt egy sötét vagy félig sötét szobában kell szemlélni a vizsgálandó terület egyes részein keresztül azért, hogy érzékelhető legyen a megvilágított céltárggyal összefüggő bármely másodlagos kép jelenléte. A biztonsági üvegtáblát szükség esetén forgatni kell, hogy a megfigyelés helyes iránya megmaradjon. Az egylencsés vizsgálat alkalmazható.
      9.3.1.1.3.   Az eredmények megadása
      Meg kell határozni, hogy:
      az a) céltárgy használatakor (lásd: 11.a. ábra) a kör elsődleges és másodlagos képe különválik-e, azaz a mért érték az n határértéket meghaladja-e, vagy
      a b) céltárgy használatakor (lásd: 11.b. ábra) a folt másodlagos képe túlnyúlik-e a kör belső szélének érintési pontján, azaz a mért érték az n határértéket meghaladja-e.
      
         11.   ábra
      
      
         A céltárgyak méretei
      
      
         
      
         12.   ábra
      
      
         A készülék elrendezése
      
      
         
      
         13.   ábra
      
      
         Berendezés kollimátoros-távcsöves vizsgálathoz
      
      
         
      
                  (1)
               
               
                  izzólámpa
               
            
                  (2)
               
               
                  gyűjtőlencse nyílása > 8,6 mm
               
            
                  (3)
               
               
                  csiszolt üvegszűrő nyílása > gyűjtőlencse nyílása
               
            
                  (4)
               
               
                  kb. 0,3 mm átmérőjű középső furatú színszűrő, átmérő > 8,6 mm
               
            
                  (5)
               
               
                  polárkoordináta-lemez, átmérő > 8,6 mm
               
            
                  (6)
               
               
                  színtelen lencse, f ≥ 86 mm, nyílás 10 mm
               
            
                  (7)
               
               
                  színtelen lencse, f ≥ 86 mm, nyílás 10 mm
               
            
                  (8)
               
               
                  fekete folt, kb. 0,3 mm átmérő
               
            
                  (9)
               
               
                  színtelen lencse, f = 20 mm, nyílás ≤ 10 mm
               
            9.3.1.2.   Kollimátoros távcsővel végzett vizsgálat
      Szükség esetén az e szakasz szerinti eljárást kell alkalmazni.
      9.3.1.2.1.   A készülék
      A készülék egy kollimátorból (fénypárhuzamosítóból) és egy teleszkópból áll, és a 13. ábra szerint állítható fel. Használható azonban bármilyen egyenértékű optikai rendszer is.
      9.3.1.2.2.   A vizsgálat módja
      A kollimációs teleszkóp a végtelenben állítja elő a polárkoordináta-rendszer képét, közepén fényes folttal (lásd a 14. ábrát).
      A megfigyelő teleszkóp fókuszsíkjában a kivetített fényes foltnál valamivel nagyobb átmérőjű kis homályos folt látható az optikai tengelyen, amely ilyen módon elsötétíti a fényes pontot.
      Ha egy olyan próbadarabot helyeznek a teleszkóp és a kollimátor közé, amely másodlagos képet állít elő, akkor egy második, kevésbé fényes folt jelenik meg a polárkoordináta-rendszer közepétől bizonyos távolságra. A kettős kép kialakulása a teleszkópon keresztül látható pontok közötti távolságként olvasható le (lásd a 14. ábrát). (A sötét folt és a polárkoordináta-rendszer közepén lévő fényes folt közötti távolság jelenti az optikai eltérést.)
      9.3.1.2.3.   Az eredmények megadása
      A biztonsági üvegtáblát először egyszeri letapogatási módszerrel kell vizsgálni annak meghatározására, hogy melyik terület adja a legerősebb másodlagos képet. E területet ezután kollimációsteleszkóp-rendszerrel kell megvizsgálni a megfelelő beesési szög mellett. Ezután meg kell mérni a legnagyobb kettős kép kialakulását.
      9.3.1.3.   A megfigyelés irányának a vízszintes síkban hozzávetőlegesen derékszöget kell bezárnia a szélvédőnek e síkban lévő nyomvonalával.
      9.3.2.   A méréseket a fenti 9.2.2. szakaszban a járműkategóriákra meghatározott mezőkben kell elvégezni.
      9.3.2.1.   A jármű típusa
      A vizsgálatot meg kell ismételni, ha a szélvédőt olyan típusú járműre kell felszerelni, amelynek előre irányuló látómezője eltér azon jármű látómezőjétől, amelyre a szélvédőt már jóváhagyták.
      9.3.3.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      9.3.3.1.   Az anyag fajtája
      
                  Csiszolt táblaüveg
               
               
                  Úsztatott üveg
               
               
                  Síküveg
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            9.3.3.2.   Egyéb másodlagos jellemzők
      Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      9.3.4.   A minták száma
      A vizsgálatra négy mintát kell benyújtani.
      
         14.   ábra
      
      
         Példa a kollimátoros-távcsöves vizsgálattal végzett megfigyelésre
      
      
         
      9.3.5.   Az eredmények értelmezése
      A kettős kép kialakulása szempontjából a szélvédőtípus akkor tekinthető megfelelőnek, ha a vizsgálatra benyújtott négy mintán az elsődleges és másodlagos kép kialakulása nem haladja meg az alábbiakban az egyes mezőkre megadott értéket.
      
                  Járműkategória
               
               
                  Zóna
               
               
                  Maximális értékek az elsődleges és másodlagos kép kialakulására
               
            
                  M1 és N1
               
               
                  A – kiterjesztve a 9.2.2.1. szakasz szerint
               
               
                  15' ívperc
               
            
                  B – szűkítve a 18. melléklet 2.4. szakasza szerint
               
               
                  25' ívperc
               
            
                  M és N kategória az M1 kivételével
               
               
                  I
               
               
                  15' ívperc
               
            
                  Más járműkategóriák
               
               
                  I'
               
               
                  15' ívperc
               
            
                  9.3.5.1.
               
               
                  Az M és N kategóriájú járművek esetében nem kell mérést végezni a széleken 25 mm széles sávban.
               
            
                  9.3.5.2.
               
               
                  Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és ipari munkagépnek minősülő járművek esetében nem kell méréseket végezni a széleken 100 mm széles sávban.
               
            
                  9.3.5.3.
               
               
                  Osztott szélvédőknél a szélvédő elválasztó oszlopához illeszkedő üvegtábla szélétől számított 35 mm széles sávon belül nem szabad mérést végezni.
               
            
                  9.3.5.4.
               
               
                  Az I és A mezőnek a szélvédő szélétől 100 mm-nél közelebb levő minden részére legfeljebb 25'–os ív megengedett.
               
            
                  9.3.5.5.
               
               
                  A követelménytől kismértékű eltérés megengedett a 18. melléklet 2.4. szakasza szerint szűkített B mérési területen, amennyiben ezek helyét a jelentésben meghatározzák és rögzítik.
               
            9.4.   A színazonosság vizsgálata
      Ha valamelyik szélvédő a 9.2.5.1., 9.2.5.2. vagy a 9.2.5.3. szakasz szerint meghatározott mezőkben színezett, úgy négy szélvédőt kell vizsgálni a következő színek azonosíthatósága szempontjából:
      fehér, szelektív sárga, piros, zöld, kék, borostyán.
      10.   ÉGÉSI VISELKEDÉS (TŰZÁLLÓSÁG) VIZSGÁLATA
      10.1.   Cél és alkalmazási kör
      E módszer lehetővé teszi kis láng hatását követően a gépjárművek (például személyautók, teherautók, kombi autók, autóbuszok) utasterében használt anyagok vízszintes irányú égési sebességének meghatározását.
      E módszer lehetővé teszi a jármű belső berendezése anyagainak és alkatrészeinek külön-külön vagy együttesen történő vizsgálatát 13 mm vastagságig. E módszert kell alkalmazni az ilyen anyagok gyártási egységességének megítélésére az égési viselkedés szempontjából.
      Mivel sok különbség van a valóságos helyzet (alkalmazás és elhelyezkedés a járművön belül, használati feltételek, gyulladási forrás stb.) és az itt leírt pontos vizsgálati körülmények között, ezért e módszer nem tekinthető minden valóságos, a járművön belüli égési jellemző értékelésére alkalmasnak.
      10.2.   Fogalommeghatározások
      
                  10.2.1.
               
               
                  Égés terjedési sebessége: az e módszerrel mért megégett távolság és a távolság leégetéséhez szükséges idő hányadosa. Mértékegysége: mm/min.
               
            
                  10.2.2.
               
               
                  Összetett anyag: olyan több, hasonló vagy különböző anyagrétegből álló anyag, amely anyagrétegek közvetlenül a felületükön történő ragasztással, bevonással, hegesztéssel stb. vannak összefogva.
                  Amikor különböző anyagok szakaszosan vannak összekötve egymással (pl. varrással, nagyfrekvenciás hegesztéssel, szegecseléssel), ami lehetővé teszi a 10.5. pont szerinti egyedi mintavételt, úgy az ilyen anyagokat nem kell összetett anyagoknak tekinteni.
               
            
                  10.2.3.
               
               
                  Tűz hatásának kitett oldal: az utastér felé néző oldal, ha az anyag a járműbe be van szerelve.
               
            10.3.   Eljárási elv
      A mintát vízszintesen egy U alakú tartóban tartva 15 másodpercig égéskamrában, meghatározott, kis energiájú láng hatásának kell kitenni, ahol a láng a minta szabad végére hat. A vizsgálat meghatározza, hogy a láng kioltódik-e és mikor, és hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a láng a mért távolságot megtegye.
      10.4.   A készülék
      10.4.1.   Az égetőkamra (15. ábra) lehetőség szerint rozsdaálló acélból készül a 16. ábrán megadott méretekkel.
      A kamra elején lángálló megfigyelőablak van, amely elfoglalhatja az egész előoldalt, és amely bejárati lemezként is kialakítható.
      Az égetőkamra alján szellőzőfuratok vannak, tetején pedig körben szellőzőnyílás található. Az égetőkamra négy lábon, 10 mm magasban áll. A kamra egyik végén nyílás lehet, a mintát tartalmazó mintatartó bevezetésére, a másik végén pedig a gázellátást biztosító cső számára van furat. A megolvadt anyagot tálcában kell felfogni (lásd a 17. ábrát), amelyet a kamra alján a szellőzőfuratok között kell elhelyezni, a szellőzőfuratok eltakarása nélkül.
      
         15.   ábra
      
      
         Minta az égetőkamrára, mintatartóval és cseppfogó tálcával
      
      
         
      10.4.2.   Korrózióálló anyagból készült, két U alakú fémlemezből vagy keretből álló egyszerű mintatartó. A méreteket a 18. ábra szemlélteti.
      Az alsó lemezen csapok találhatók, a felsőn az ezeknek megfelelő furatok azért, hogy a minta felfogása biztos legyen. A csapok mérési pontokként is szolgálnak az égési távolság elején és végén.
      A tartó 0,25 mm átmérőjű hőálló huzalokkal van ellátva, amelyek az alsó U alakú kereten 25 mm-es közökben van kifeszítve (lásd a 19. ábrát).
      A minták alsó oldala síkjának 178 mm-re kell lennie az alaplap fölött. (Lásd a 15. és a 16. ábrát). A mintatartó első szélének a kamra végétől 22 mm távolságra kell lennie, a hosszanti oldalai és a kamra oldalai közötti távolságnak 50 mm-nek kell lennie (mind belső méretek) (lásd 15. és 16. ábrát).
      10.4.3.   Gázégő
      A kis tűzforrást egy 9,5 mm belső átmérőjű Bunsen-égő biztosítja. A vizsgálókamrában ez úgy van elhelyezve, hogy a nyílása közepe 19 mm-re van a minta nyitott vége alsó szélének közepe alatt (lásd a 16. ábrát).
      10.4.4.   Vizsgálati gáz
      Az égőhöz vezetett gáz fűtőértéke kb. 38 MJ/m3 (pl. földgáz).
      10.4.5.   Legalább 110 mm hosszú, 25 mm-ként 7 vagy 8 sima lekerekített foggal ellátott fémfésű.
      
         16.   ábra
      
      
         Minta égetőkamrára
      
      
         
      
         17.   ábra
      
      
         Tipikus cseppfogó tálca
      
      
         
      
         18.   ábra
      
      
         Minta mintatartóra
      
      
         
      
         19.   ábra
      
      
         Minta a huzalos tartó alsó U alakú keretkialakítás keresztmetszetére
      
      
         
      10.4.6.   0,5 másodperc pontosságú stopperóra.
      10.4.7.   Füstszekrény.
      Az égetőkamra egy füstszekrénybe helyezhető, feltéve hogy ez utóbbi belső térfogata legalább hússzorosa és legfeljebb 110-szerese az égetőkamra térfogatának, és feltéve hogy a füstszekrény magassági, szélességi vagy hosszúsági méretei közül egyik sem haladja meg a másik két méret bármelyikének 2,5-szeresét.
      A vizsgálat előtt mérni kell a füstszekrényen áthaladó levegő függőleges sebességét az égetőkamra tervezett helye előtt és mögött 100 mm-rel. A sebességnek 0,10 és 0,30 m/s között kell lennie, a kezelő személyt az égéstermékek jelenléte miatt esetlegesen érő terhelések elkerülése érdekében. Használható természetes szellőzésű és megfelelő levegősebességű füstszekrény is.
      10.5.   Minták
      10.5.1.   Alak és méretek
      A minták alakját és méreteit a 20. ábra adja meg. A minta vastagsága megfelel a vizsgálandó gyártmány vastagságának. Ez azonban nem lehet nagyobb 13 mm-nél. Ha a mintavétel megengedi, úgy a mintának teljes hosszúságában állandó keresztmetszetűnek kell lennie. Ha a gyártmány alakja és méretei nem teszik lehetővé a megadott méretű minta vételét, úgy az alábbi legkisebb méreteket kell figyelembe venni:
      
                  a)
               
               
                  3–60 mm széles mintáknál a hosszúság 356 mm legyen. Ebben az esetben az anyagot a gyártmány szélességében kell vizsgálni;
               
            
                  b)
               
               
                  60–100 mm széles mintáknál a hosszúság legalább 138 mm legyen. Ebben az esetben a lehetséges égési távolság a minta hosszának felel meg, ahol a mérés az első mérési pontnál kezdődik;
               
            
                  c)
               
               
                  a 60 mm-nél keskenyebb és 356 mm-nél rövidebb minták, valamint a 60–100 mm széles és 138 mm-nél rövidebb, illetve 3 mm-nél keskenyebb minták e módszerrel nem vizsgálhatók.
               
            
         20.   ábra
      
      
         Minta
      
      
         
      10.5.2.   Mintavétel
      A vizsgálandó anyagból legalább öt mintát kell venni. Olyan anyagoknál, amelyek égésének terjedési sebessége az anyag iránya szerint változik (ezt előzetes vizsgálatokkal kell megállapítani), öt (vagy ennél több) mintát kell venni, és azokat olyan módon kell a vizsgálóberendezésbe helyezni, hogy lehetőség legyen az égés legnagyobb terjedési sebességének mérésére.
      Ha az anyagot meghatározott szélességűre vágva szállítják, úgy a teljes szélességre kiterjedve egy legalább 500 mm hosszúságú darabot kell kivágni. Az ilyen módon levágott darabból az anyag szélétől legalább 100 mm távolságban és egymástól azonos távolságra levő pontokon kell mintákat venni.
      Ugyanilyen módon kell mintákat venni a kész gyártmányokból, ha ezt a gyártmány alakja megengedi. Ha a gyártmány vastagsága meghaladja a 13 mm-t, úgy azt 13 mm-re kell csökkenteni azon oldal mechanikai megmunkálásával, amely nem az utastér felé néz.
      Az összetett anyagokat (lásd 10.2.2. szakasz) olyan módon kell vizsgálni, mintha homogének lennének.
      Különböző összetételű, egymásra helyezett rétegekből álló anyagok esetében, amelyek nem összetett anyagok, külön-külön kell vizsgálni az utastér felé néző felülettől számított 13 mm mélységen belüli minden anyagréteget.
      10.5.3.   Kondicionálás
      A mintákat legalább 24 órán át, de legfeljebb 7 napig kell 23 oC ±2 oC hőmérsékleten és 50 % ±5 % relatív páratartalmon kondicionálni, és ezeket a körülményeket egészen a vizsgálatig fenn kell tartani.
      10.6.   A vizsgálat módja
      
                  10.6.1.
               
               
                  A bolyhozott vagy csomózott felületű mintákat sík felületre kell helyezni, és a bolyhozás ellenében kétszer át kell fésülni a fésűvel (lásd 10.4.5. szakasz).
               
            
                  10.6.2.
               
               
                  A mintát olyan módon kell a mintatartóba helyezni (lásd 10.4.2. szakasz), hogy a tűz hatásának kitett oldal lefelé, a láng felé nézzen.
               
            
                  10.6.3.
               
               
                  A gázlángot 38 mm magasságra kell beállítani az égéskamrában lévő jelzés segítségével, lezárt égő levegő-beömlőnyílásnál. Az első vizsgálat megkezdése előtt a lángnak legalább egy percig kell égnie ahhoz, hogy stabilizálódjon.
               
            
                  10.6.4.
               
               
                  A mintatartót az égéskamrába kell tolni olyan módon, hogy a minta vége ki legyen téve a láng hatásának, és 15 másodperc elteltével el kell zárni a gázt.
               
            
                  10.6.5.
               
               
                  Az égési idő mérése abban a pillanatban kezdődik, amikor a láng támadási pontja áthalad az első mérési ponton. A láng terjedését azon az oldalon (a felső vagy alsó) kell figyelni, amelyik gyorsabban ég.
               
            
                  10.6.6.
               
               
                  Az égési idő mérése akkor fejeződik be, amikor a láng odaér az utolsó mérési ponthoz, vagy ha kialszik azelőtt, hogy elérné e pontot. Ha a láng nem éri el az utolsó mérési pontot, úgy az azon pontig megtett távolságot kell mérni, ahol a láng kialudt. A megégett távolság a minta felületén vagy belsejében az égéssel roncsolt rész.
               
            
                  10.6.7.
               
               
                  Ha a minta nem gyullad meg vagy nem ég tovább azt követően, hogy az égő kialudt, vagy a láng kialszik, mielőtt elérné az első mérési pontot, tehát az égési időt mérni nem lehet, úgy a vizsgálati jegyzőkönyvbe 0 mm/s égésterjedési sebességet kell bejegyezni.
               
            
                  10.6.8.
               
               
                  Vizsgálatsorozat vagy ismételt vizsgálatok esetében a vizsgálat megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy az égetőkamra és a mintatartó hőmérséklete nem haladja meg a 30 oC fokot.
               
            10.7.   Számítás
      Az alábbi képlet adja meg mm/min mértékegységben a B égésterjedési sebességet:
      B = s/t × 60,
      ahol:
      
                   
               
               
                  s a megégett távolság mm-ben,
               
            
                   
               
               
                  t az s távolság leégetéséhez szükséges idő másodpercben.
               
            10.8.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      10.9.   Az eredmények értelmezése
      
                  10.9.1.
               
               
                  Az égési viselkedés (tűzállóság) szempontjából a műanyaggal fedett (ezen előírás 2.3. szakasza) és a műanyag felületű biztonsági üvegtáblák (az előírás 2.4. szakasza) akkor tekinthetők megfelelőnek, ha az égési sebesség nem haladja meg a 250 mm/min értéket.
               
            
                  10.9.2
               
               
                  Az égési viselkedés (tűzállóság) szempontjából a merev műanyag üvegezés (ezen előírás 2.5.1. szakasza), a hajlékony műanyag üvegezés (ezen előírás 2.5.2. szakasza) és a merev műanyag kettős üvegezésű egység akkor tekinthető megfelelőnek, ha az égési sebesség nem haladja meg a 110 mm/min értéket.
               
            11.   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG VIZSGÁLATA
      11.1.   A vizsgálathoz használt vegyi anyagok
      
                  11.1.1.
               
               
                  Nem koptató hatású szappanos oldat: 1 tömegszázalék káliumzsír ionmentesített vízben
               
            
                  11.1.2.
               
               
                  Ablaktisztító szer: izopropanol vagy dipropilénglikol-monometil-éter vizes oldata, mindegyik 5–10 tömegszázalék koncentrációban, illetve ammóniumhidroxid vizes oldata 1–5 tömegszázalék koncentrációban,
               
            
                  11.1.3.
               
               
                  Nem hígított denaturált szesz: 1 térfogatrész metil-alkohol 10 térfogatrész etil-alkoholban.
               
            
                  11.1.4.
               
               
                  Benzin vagy egyenértékű referenciabenzin: 50 térfogatszázalék toluol, 30 térfogatszázalék 2,2,4-trimetil-pentán, 15 térfogatszázalék 2,4,4-trimetil-1-pentán és 5 térfogatszázalék etil-alkohol keveréke:
                  N.B. A vizsgálati jegyzőkönyvben fel kell jegyezni a használt benzin típusát,
               
            
                  11.1.5.
               
               
                  Referenciakerozin: 50 térfogatszázalék n-oktán és 50 térfogatszázalék n-dekán keveréke.
               
            11.2.   Vizsgálati módszer
      11.2.1.   Merítéses vizsgálat
      A két 180 × 25 mm méretű próbadarab mindegyikét vizsgálni kell a 11.1. szakaszban megadott vegyi anyaggal, és új próbadarabot kell használni mindegyik vizsgálathoz és tisztítószerhez.
      Minden vizsgálat után a gyártó előírásaival összhangban meg kell tisztítani a próbadarabot, majd 48 órán át 23 oC ±2 oC hőmérsékleten és 50 % ±5 % relatív páratartalmon kell kondicionálni. E körülményeket fenn kell tartani a vizsgálatok alatt.
      A próbadarabokat 1 percre teljesen be kell meríteni a vizsgálófolyadékba, majd ki kell venni és azonnal meg kell szárítani egy tiszta nedvszívó pamutronggyal.
      11.2.2.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                   
               
               
                  Színtelen
               
               
                  Színezett
               
            
                  A közbenső réteg színezése műanyag bevonat
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      11.2.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  11.2.3.1.
               
               
                  A vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata akkor tekinthető pozitív kimenetelűnek, ha a próbadarabokon nem figyelhető meg lágyulás, tapadósság, felületi repedés vagy az átlátszóság nyilvánvaló csökkenése.
               
            
                  11.2.3.2.
               
               
                  A vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség szempontjából valamely próbadarab-sorozat akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
                  
                              11.2.3.2.1.
                           
                           
                              minden vizsgálat kielégítő eredményt ad,
                           
                        
                              11.2.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab-sorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            11.2.4.   Vizsgálati eljárás terheléssel
      
                  11.2.4.1.
               
               
                  A vizsgálati tárgyat egyszerűen kell alátámasztani olyan módon, hogy az egyik végen a rögzített alátámasztó szélen a vízszintes mozgatókar teljes szélessége a vágott élen (az erő támadási pontján) nyugodjon, amely a rögzített vég alátámasztásától 51 mm-re helyezkedik el. A terhelést a vizsgálati tárgy szabadon álló végéről kell felfüggeszteni, az erő támadási pontjától 102 mm távolságra, az alábbi 21. ábrán látható módon:
                  
                     21.   ábra
                  
                  
                     A vizsgálati darab előkészítésének módja
                  
                  
                     
               
            
                  11.2.4.2.
               
               
                  A teher tömege 28,7 t2 g, ahol t a vizsgálati tárgy vastagsága mm-ben. A vizsgálati darab külső szálán ennek eredményeként fellépő feszültség közelítőleg 6,9 MPa.
                  Példa: egy 3 mm vastag vizsgálati darabot helyezünk vízszintesen a lefelé rögzített szél és egy felfelé mutató, erő támadási pontját alkotó szél közé, melyek távolsága 51 mm, az alkalmazott, az erő támadási pontjától 102 mm-re lefelé irányuló terhelésnek 258 g-nak kell lennie.
               
            
                  11.2.4.3.
               
               
                  A vizsgálati tárgy nyomása közben az előírt vegyi anyagok egyikét kell alkalmazni a vizsgálati tárgyon, az erő támadási pontja felett. A vegyi anyagot egy puha, 13 mm széles kefével kell felhordani, melyet minden kenés előtt be kell nedvesíteni. Tíz kenésre van szükség, 1 másodperces időközökben, a vizsgálati tárgy teljes szélességén, kerülve a végeket és széleket (lásd a 22. ábrát).
                  
                     22.   ábra
                  
                  
                     Vegyi anyagok vizsgálati tárgyon való alkalmazásának módszere
                  
                  
                     
               
            11.2.5.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                   
               
               
                  Színtelen
               
               
                  Színezett
               
            
                  Műanyag színezése Bevonat vagy műanyag üvegezés
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      11.2.6.   Az eredmények értelmezése
      
                  11.2.6.1.
               
               
                  A vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata akkor tekinthető pozitív kimenetelűnek, ha a próbadarabokon nem figyelhető meg lágyulás, tapadósság, felületi repedés vagy az átlátszóság nyilvánvaló csökkenése.
               
            
                  11.2.6.2.
               
               
                  A vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség szempontjából valamely próbadarab-sorozat akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
                  
                              11.2.6.2.1.
                           
                           
                              minden vizsgálat kielégítő eredményt ad,
                           
                        
                              11.2.6.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab-sorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            12.   HAJLÉKONYSÁGI ÉS HAJTOGATÁSI VIZSGÁLAT
      12.1.   Alkalmazási kör
      Ezzel a vizsgálattal kell azt megállapítani, hogy a műanyagot a merev vagy hajlékony műanyagok közé kell-e besorolni.
      12.2.   Vizsgálati módszer
      A névleges vastagságú anyagból ki kell vágni egy 300 mm hosszú és 25 széles négyszög alakú sík mintát, melyet vízszintesen egy rögzítőeszközbe kell erősíteni olyan módon, hogy a mintából 275 mm hossz szabadon nyúljon túl a tartóeszközön. Ezt a szabd véget megfelelő eszközzel kell rögzíteni a vizsgálat megkezdéséig. E támaszték eltávolítása után 60 másodperccel a szabad vég függőleges eltérését meg kell mérni. Ha ez az eltérés 50 mm-nél nagyobb, ezt követően el kell végezni a 180°-os hajtási vizsgálatot. A mintát szorosan kell hajtogatni egy 0,5 mm vastag fémlemez köré olyan módon, hogy az mindkét oldalon szorosan érintkezzen a lemezzel.
      12.3.   A vizsgálat feltételei
      
                  —
               
               
                  :
               
               
                  Hőmérséklet
               
               
                  :
               
               
                  20 oC ± 2 oC
               
            
                  —
               
               
                  :
               
               
                  Relatív páratartalom
               
               
                  :
               
               
                  60 % ± 5 %
               
            12.4.   Követelmények
      A függőleges eltérésnek hajlékony műanyagok esetében 50 mm-nél nagyobbnak kell lennie, és az anyag a 180° - os hajtogatás után 10 másodperccel az alátámasztási ponton nem mutathat semmiféle törés jellegű károsodást (lásd a 23. ábrát).
      13.   KERESZTBE VÁGÁSOS VIZSGÁLAT
      13.1   Alkalmazási kör
      Ez a vizsgálat egyszerű módszerrel szolgál a bevonat aljfelülethez való tapadásának meghatározására. Értékelni lehet a ridegséget és más erősségi jellemzőket.
      13.2.   A készülék
      Vágóeszköz 1 mm térközzel elhelyezett pengékkel. Nagyítóüveg kétszeres nagyítással a keresztbevágott minta vizsgálatához (lásd a 24. ábrát).
      
         23.   ábra
      
      
         A hajlékonysági vizsgálat elrendezése
      
      
         
      
         24.   ábra
      
      
         Hatpengés szerszám
      
      
         
      13.3.   Vizsgálati módszer
      Vágjuk át a bevonatot az aljfelületig a 6 vágásos mintával, majd erre merőlegesen újból, úgy, hogy egy 25 négyzetből álló rács jöjjön létre (rácsvágás).
      A vágószerszámot folytonosan kell mozgatni 2–5 cm/s sebességgel úgy, hogy a vágások elérjék az aljfelületet, de ne hatoljanak túl mélyre.
      A vágást olyan módon kell végezni, hogy a berendezés szélén a két vezetőfej egyenletesen haladjon a felületen. A vizsgálat után a vágásokat nagyítóval meg kell vizsgálni, hogy elérték-e az aljfelületet. A vizsgálatot legalább a minta két különböző helyén el kell végezni. A vágásokat elkészítésük után 5 alkalommal egy poliamid sörtéjű kézikefével ki kell kefélni mindkét átlós irányban.
      13.4.   Az eredmények értelmezése
      A rácsvágásokat nagyítóval kell vizsgálni. Ha a vágott szélek teljesen simák és a bevonat egy része sem vált le, a keresztvágási érték Gt0. Ha a vágások találkozásánál kis bevonatdarabok leváltak, és ha a feltárt felület a rácsfelület kb. 5 %-a, a keresztvágási érték Gt1.
      Nagyobb mértékű levált területek esetén a mintát a Gt2-Gt5 tartományba kell besorolni.
      
                  KERESZTVÁGÁSI ÉRTÉK FOKOZATA
               
               
                  A RÁCSTERÜLET FELTÁRT TERÜLETE
               
            
                  Gt2
               
               
                  5 és 15 % között
               
            
                  Gt3
               
               
                  15 és 35 % között
               
            
                  Gt4
               
               
                  35 és 65 % között
               
            
                  Gt5
               
               
                  +/65 % felett
               
            
         (1)  Alkalmas koptatóberendezést szállít a Teledyne Taber (Egyesült Államok).
      
         (2)  Alkalmas koptatókerék szerezhető be a Teledyne Tabertől (Egyesült Államok).
      
         (3)  Úgy mint Atlas Ci sorozat, Heraeus Xenotest sorozat vagy Suga WEL-X sorozat.
      
         (4)  Úgy mint Corning 7 740 Pyrex vagy Heraeus Suprax.
      
         (5)  A teljes ultraibolya sugárzásba tartozik a 400 nm alatti hullámhosszú valamennyi besugárzás.
      
         (6)  International Commission on Illumination – Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság.
      
         (7)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: a legutóbb a 4. módosítással módosított TRANS/WP.29/78/1. javított változat/2. módosítás) 7. mellékletének meghatározása szerint.
   
   
      4. MELLÉKLET
      
         EDZETT ÜVEGBŐL KÉSZÜLT SZÉLVÉDŐK
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      Az edzett üvegből készült szélvédőket akkor kell különböző típusúaknak tekinteni, ha azok egymástól az alábbi fő- vagy másodlagos jellemzők közül legalább egyben eltérnek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              alak és méretek.
                              A törési és a mechanikai tulajdonságok vizsgálatának tekintetében az edzett üvegből készült szélvédők a következő két csoport valamelyikéhez tartoznak:
                              
                                          1.1.2.1.
                                       
                                       
                                          lapos szélvédők, és
                                       
                                    
                                          1.1.2.2.
                                       
                                       
                                          hajlított szélvédők.
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              vastagságkategóriák, amelyekben a névleges „e” vastagság a következő kategóriákba esik (± 0,2 mm gyártási tűrés megengedett):
                              
                                          I. kategória
                                       
                                       
                                          e ≤ 4,5 mm.
                                       
                                    
                                          II. kategória
                                       
                                       
                                          4,5 mm e) ≤ 5,5 mm.
                                       
                                    
                                          III. kategória
                                       
                                       
                                          5,5 mm e) ≤ 6,5 mm.
                                       
                                    
                                          IV. kategória
                                       
                                       
                                          6,5 mm e)
                                       
                                    
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              az anyag fajtája (csiszolt táblaüveg, úsztatott üveg, síküveg),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              színezés (színtelen vagy színezett),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              behelyezett vezetékkel vagy anélkül gyártott.
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              homályosító sötétítés megléte vagy hiánya.
                           
                        
            2.   SZILÁNKOSTÖRÉS-VIZSGÁLAT
      2.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                  2.1.1.
               
               
                  Csak az anyag fajtáját kell figyelembe venni.
               
            
                  2.1.2.
               
               
                  Az úsztatott üveg és a síküveg minőségi jelzőszámát azonosnak kell tekinteni.
               
            
                  2.1.3.
               
               
                  A szilánkostörés-vizsgálatokat meg kell ismételni csiszolt üvegről úsztatott üvegre vagy síküvegre történő áttéréskor és fordítva.
               
            2.2.   A minták száma
      Hat darab mintát kell használni a legkisebb kiterített területű, és hat darabot a legnagyobb kiterített területű sorozatból, a 13. melléklet szerint kiválasztva.
      2.3.   Az üveg különböző felületei
      Az edzett üvegből készült szélvédőnek két fő mezőt (F I. és F II.) kell tartalmaznia. Tartalmazhat egy közbenső F III. mezőt is. A mezőket az alábbiak szerint kell meghatározni:
      
                  2.3.1.
               
               
                  
                              F I. mező
                           
                           
                              :
                           
                           
                              finoman szilánkosodó kerületi zóna, legalább 7 cm szélességben, körben a szélvédő szélén, egy külső 2 cm széles sávval, amelyet a vizsgálati eredmény értékelésekor nem kell figyelembe venni.
                           
                        
            
                  2.3.2.
               
               
                  
                              F II. mező
                           
                           
                              :
                           
                           
                              változóan szilánkosodó láthatósági zóna, amely mindig tartalmaz egy legalább 20 cm magas és 50 cm széles négyszög alakú területet.
                           
                        
                              2.3.2.1.
                           
                           
                              M1 kategóriájú járművek esetében a négyszög alakú rész középpontja egy olyan, 10 cm sugarú körön belül van, melynek középpontja a V1–V2 szegmens vetülete.
                           
                        
                              2.3.2.2.
                           
                           
                              A nem M1 kategóriájú M és N kategóriájú járművek esetében a négyszög alakú rész középpontja egy 10 cm sugarú körön belül van, melynek középpont a 0 pont vetülete.
                           
                        
                              2.3.2.3.
                           
                           
                              Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és ipari munkagépnek minősülő járművek esetében a láthatósági zóna helyzetét a vizsgálati jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
                           
                        
                              2.3.2.4.
                           
                           
                              Az említett négyszög magassága 15 cm-re csökkenthető olyan szélvédőknél, amelyek magassága nem éri el a 44 cm-t.
                           
                        
            
                  2.3.3.
               
               
                  
                              F III. mező
                           
                           
                              :
                           
                           
                              közbenső mező, amely 5 cm-nél nem szélesebb, és az F I. és F II. mező között található.
                           
                        
            2.4.   Vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 1. szakaszában leírt módszert kell használni.
      2.5.   Ütési pontok (lásd a 17. melléklet 2. ábráját)
      
                  2.5.1.
               
               
                  Az ütési pontokat az alábbiak szerint kell kiválasztani:
                  
                              1. pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              az F II. mező középső részében, nagy- vagy kis feszültségű területen,
                           
                        
                              2. pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              az F III. mezőben, a lehető legközelebb az F II. mező függőleges szimmetriasíkjához,
                           
                        
                              3 és 3’ pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm-re a minta egyik felezőjének élétől, ha van fogónyom, úgy az egyik ütési pontnak közel kell esnie azon élhez, amelyen a fogónyom van, a másiknak pedig az ellenkező élhez,
                           
                        
                              4. pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              a leghosszabb felező azon pontján, ahol a görbületi sugár a legkisebb,
                           
                        
                              5. pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm-re a minta élétől azon a ponton, ahol az él görbületi sugara a legkisebb, a jobb vagy a bal oldalon.
                           
                        
            
                  2.5.2.
               
               
                  A szilánkostörés-vizsgálatot az 1., 2., 3., 3’., 4. és 5. pontok mindegyikén el kell végezni.
               
            2.6.   Az eredmények értelmezése
      2.6.1.   A vizsgálat akkor kielégítő, ha a szilánkos törés kielégíti az alábbi 2.6.1.1., 2.6.1.2. és 2.6.1.3. szakasz összes követelményét.
      2.6.1.1.   F I. mező
      
                  2.6.1.1.1.
               
               
                  Egy 5 × 5 cm méretű négyzetben a szilánkok száma nem lehet kevesebb 40-nél, és nem lehet több 350-nél, ha azonban a szilánkok száma kevesebb 40-nél, az eredmény elfogadható, ha egy olyan 10 × 10 cm méretű négyzetben, amely tartalmazza az 5 × 5 cm-es négyzetet, a szilánkok száma nem kevesebb 160-nál.
               
            
                  2.6.1.1.2.
               
               
                  A fenti szabály tekintetében az olyan szilánkok, amelyek a négyzet szélén túlnyúlnak, fél szilánknak számítanak.
               
            
                  2.6.1.1.3.
               
               
                  A szilánkos törést nem kell vizsgálni egy 2 cm szélességű sávban a minta szélén körben – mivel e sáv az üveg keretét képezi – sem pedig az ütközés pontjától számított 7,5 cm sugarú körön belül.
               
            
                  2.6.1.1.4.
               
               
                  Egy mezőben legfeljebb 3 db olyan szilánk engedhető meg, amelynek területe meghaladja a 3 cm2-t. Ezen szilánkok közül kettő darab nem lehet ugyanazon a 10 cm átmérőjű körön belül.
               
            
                  2.6.1.1.5.
               
               
                  Nyújtott alakú szilánkok megengedhetők, amennyiben végeik nem pengeélesek és hosszuk nem haladja meg a 7,5 cm-t, kivéve a 2.6.2.2. szakasz szerinti esetet. Ha e nyújtott alakú szilánkok az üveg széléig terjednek, úgy azzal nem alkothatnak 45°-nál nagyobb szöget.
               
            2.6.1.2.   F II. mező
      
                  2.6.1.2.1.
               
               
                  A szilánkos törés után megmaradó láthatóságot a fenti 2.3.2. szakasz szerinti négyszög alakú területen kell vizsgálni. E négyszögben a 2 cm2-nél nagyobb méretű szilánkok összesített felületének legalább a négyszög területének 15 %-át kell kitennie, azonban 44 cm-nél kisebb magasságú szélvédők vagy olyan szélvédők esetében, amelyeknek beépített helyzetben a függőlegestől való eltérése 15°-nál kisebb, a láthatóság arányának legalább a megfelelő négyszög területe 10 %-ának kell lennie.
               
            
                  2.6.1.2.2.
               
               
                  A lenti 2.6.2.2. szakasz szerinti eset kivételével egyetlen szilánk felülete sem lehet 16 cm2-nél nagyobb.
               
            
                  2.6.1.2.3.
               
               
                  Az ütési ponttól számított 10 cm sugarú körön belül, de a körnek csak az F II. mezőhöz tartozó részében, három darab olyan szilánk engedhető meg, amelyek területe nagyobb 16 cm2-nél, de kisebb 25 cm2-nél.
               
            
                  2.6.1.2.4.
               
               
                  A szilánkoknak közel szabályos alakúaknak kell lenniük, és nem lehet olyan jellegű pontjuk, amelyeket a lenti 2.6.1.2.4.1. szakasz leír. Bármely 50 × 20 cm méretű négyszögben maximum 10 db szabálytalan alakú szilánk megengedett, és nem lehet 25 db-nál több e szilánkok száma a szélvédő teljes felületén.
                  E szilánkok egyikének sem lehet 35 mm-nél hosszabb hegye a lenti 2.6.1.2.4.1. szakaszban leírtakkal összhangban mérve.
                  
                              2.6.1.2.4.1.
                           
                           
                              A szilánkot akkor kell szabálytalannak tekinteni, ha nem helyezhető be egy 40 mm átmérőjű körbe, ha legalább egy darab 15 mm-nél hosszabb csúcsa van a csúcs végétől azon szakaszig mérve, amelynek szélessége azonos az üvegezés vastagságával, illetve ha egy vagy több olyan csúcsa van, amelynek csúcsszöge kisebb 40°-nál.
                           
                        
            
                  2.6.1.2.5.
               
               
                  Nyújtott alakú szilánkok jelenléte megengedett az F II. mezőben, ha hosszúságuk nem haladja meg a 10 cm-t (a lenti 2.6.2.2. szakasz szerinti eset kivételével).
               
            2.6.1.3.   F III. mező
      A szilánkos törés jellemzőinek e mezőben a két szomszédos (F I. és F II.) mezőre megengedett jellemzők között kell lenniük.
      2.6.2.   A jóváhagyásra benyújtott szélvédő a szilánkos törés szempontjából akkor megfelelő, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
      
                  2.6.2.1.
               
               
                  ha a fenti 2.5.1. szakasz szerinti ütési pontokon végzett vizsgálatok mind kielégítő eredményt adtak,
               
            
                  2.6.2.2.
               
               
                  a 2.5.1. szakaszban előírt ütési pontokon végzett vizsgálatok közül egy nem kielégítő eredménnyel végződik, de az eltérés nem haladja meg az alábbi értékeket:
                  
                              F I. mező
                           
                           
                              :
                           
                           
                              legfeljebb 5 darab 7,5 és 15 cm közötti hosszúságú szilánk,
                           
                        
                              F II. mező
                           
                           
                              :
                           
                           
                              legfeljebb 3 darab 16 és 20 cm2 közé eső szilánk, azon a 10 cm-es sugarú körön kívül, amelynek középpontja a ütési pont,
                           
                        
                              F III. mező
                           
                           
                              :
                           
                           
                              legfeljebb 4 darab 10 és 17,5 cm közötti hosszúságú szilánk,
                           
                        és egy új próbadarabon végzett ismételt vizsgálatnál a 2.6.1. szakasz követelményei teljesülnek vagy az eltérések a fenti határokon belül maradnak.
               
            
                  2.6.2.3.
               
               
                  Ha a 2.5.1. szakasz szerinti ütési pontoknál végzett összes vizsgálat közül kettő nem ad kielégítő eredményt az eltérésekre, de azok a 2.6.2.2. szakasz értékeit nem haladják meg, és egy új mintasorozaton végzett további vizsgálatok kielégítik a 2.6.1. szakasz követelményeit, vagy az új sorozatból legfeljebb két mintán jelentkeznek a 2.6.2.2. szakasz szerinti határokat meghaladó eltérések.
               
            2.6.3.   Ha a vizsgálat a fenti eltéréseket mutatja, úgy ezeket a vizsgálati jegyzőkönyvben fel kell tüntetni és a szélvédő érintett részeinek törésmintájáról készült maradandó felvételt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
      3.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   A minták száma
      
                  3.2.1.
               
               
                  Az edzett üvegből készült szélvédők minden csoportjából meg kell vizsgálni négy, közelítőleg a legkisebb kiterített területtel, illetve négy, közelítőleg a legnagyobb kiterített területtel rendelkező mintát, amelynél mind a nyolc mintának ugyanolyan típusúnak kell lennie, mint amilyeneket a szilánkostörés-vizsgálatokhoz kiválasztottak (lásd a fent 2.2. szakaszt).
               
            
                  3.2.2.
               
               A vizsgálólaboratórium saját belátása szerint a szélvédők minden vastagsági kategóriájára 6 db (1 100 mm × 500 mm) 
                      méretű vizsgálati mintát vizsgálhat meg.
            3.3.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.3.2.
               
               Az ejtési magasság 1,5 m 
                     .
            3.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.4.1.
               
               
                  A vizsgálat eredménye kielégítő, ha a szélvédő vagy a próbadarab eltörik.
               
            
                  3.4.2.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott minták akkor tekinthetők megfelelőnek, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül, azaz:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              minden vizsgálat kielégítő eredményt ad,
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            4.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A 3. melléklet 9. szakaszában az optikai tulajdonságokra meghatározott követelmények érvényesek valamennyi szélvédőtípus tekintetében.
   
   
      5. MELLÉKLET
      
         EGYENLETESEN EDZETT ABLAKÜVEGEK
          (1)
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      Az egyenletesen edzett ablaküvegeket akkor kell különböző típushoz tartozónak tekinteni, ha az alábbi fő- vagy másodlagos jellemzők közül legalább egyben eltérnek egymástól.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              az edzési eljárás jellege (termikus vagy vegyi),
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              az alakkategória: két kategória különböztethető meg:
                              
                                          1.1.3.1.
                                       
                                       
                                          sík ablaküvegek,
                                       
                                    
                                          1.1.3.2.
                                       
                                       
                                          sík és hajlított ablaküvegek.
                                       
                                    
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              vastagságkategóriák, amelyekben a névleges „e” vastagság a következő kategóriákba esik (±0,2 mm gyártási tűrés megengedett):
                              
                                          Kategória I.
                                       
                                       
                                          e ≤ 3,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategória II.
                                       
                                       
                                          3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategória III.
                                       
                                       
                                          4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategória IV.
                                       
                                       
                                          6,5 mm < e
                                       
                                    
                        
            
                  1.2.
               
               
                  a másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              az anyag fajtája (csiszolt táblaüveg, úsztatott üveg, síküveg),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              színezés (színtelen vagy színezett),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              behelyezett vezetékkel vagy anélkül gyártott.
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              homályosító sötétítés megléte vagy hiánya.
                           
                        
            2.   SZILÁNKOSTÖRÉS-VIZSGÁLAT
      2.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                  Anyag
               
               
                  Minőségi jelzőszám
               
            
                  Táblaüveg
               
               
                  2
               
            
                  Úsztatott üveg
               
               
                  1
               
            
                  Síküveg
               
               
                  1
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      2.2.   A vizsgálati minták kiválasztása
      
                  2.2.1.
               
               
                  Minden alak- és vastagsági kategóriából nehezen előállítható mintákat kell kiválasztani vizsgálati célra az alábbi előírások alapján.
               
            
                  2.2.1.1.
               
               
                  Sík ablaküvegek esetében két olyan mintasorozatról kell gondoskodni, amelyek a következőknek felelnek meg:
                  
                              2.2.1.1.1.
                           
                           
                              a legnagyobb kiterített terület,
                           
                        
                              2.2.1.1.2.
                           
                           
                              a legkisebb szög két szomszédos oldal között,
                           
                        
            
                  2.2.1.2.
               
               
                  Sík és hajlított ablaküvegek esetében három olyan mintasorozatról kell gondoskodni, amelyek a következőknek felelnek meg:
                  
                              2.2.1.2.1.
                           
                           
                              a legnagyobb kiterített terület,
                           
                        
                              2.2.1.2.2.
                           
                           
                              a legkisebb szög két szomszédos oldal között,
                           
                        
                              2.2.1.2.3.
                           
                           
                              a legnagyobb szegmensmagasság.
                           
                        
            
                  2.2.2.
               
               
                  A legnagyobb S területnek megfelelő mintákon végzett vizsgálatok bármely olyan terület esetében használhatóak, amely kisebb S ± 5 %-nál.
               
            
                  2.2.3.
               
               
                  Ha a vizsgálat alá vetett minták γ szöge kisebb 30°-nál, úgy a vizsgálatok alkalmazhatók minden olyan üvegtáblánál, amelynek a szöge nagyobb, mint γ–5°.
                  Ha a vizsgálat alá vetett minták γ szöge meghaladja a 30°-ot vagy egyenlő azzal, úgy a vizsgálatok alkalmazhatók minden olyan üvegtáblánál, amely legalább 30°-os szöggel rendelkezik.
               
            
                  2.2.4.
               
               
                  Ha a vizsgálat alá vetett minták h szegmensmagassága nagyobb 100 mm-nél, úgy a vizsgálatok alkalmazhatók minden olyan üvegtáblánál, amelynek szegmensmagassága kisebb, mint h + 30 mm.
                  Ha a vizsgálat alá vetett minták szegmensmagassága nem haladja meg a 100 mm-t, úgy a vizsgálatok minden olyan üvegtáblára alkalmazhatók, amelyek szegmensmagassága legfeljebb 100 mm.
               
            2.3.   A minták száma sorozatonként
      A minták száma az egyes csoportokban – az 1.1.3. szakasz szerinti alakkategóriáknak megfelelően – a következő:
      
                  Biztonsági ablaküveg fajtája
               
               
                  A minták száma
               
            
                  sík (két sorozat)
               
               
                  4
               
            
                  Sík és hajlított (három sorozat)
               
               
                  5
               
            2.4.   Vizsgálati módszer
      
                  2.4.1.
               
               
                  A 3. melléklet 1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            2.5.   Ütési pontok (lásd a 17. melléklet 3. ábráját)
      
                  2.5.1.
               
               
                  Sík ablaküvegek és hajlított ablaküvegek esetében az ütési pontok, amelyeket egyrészt a 17. melléklet 3(a) és 3(b) ábrája, másrészt a 17. melléklet 3.(c) ábrája mutat be, az alábbiak:
                  
                              1. pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm-re az üvegtábla széleitől, azon a részen, ahol az él görbületi sugara a legkisebb,
                           
                        
                              2. pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm-re az egyik felező szélétől, azon az oldalon, ahol az üvegtáblán fogónyom van (ha van ilyen),
                           
                        
                              3. pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              az üveg geometriai középpontjában
                           
                        
                              4. pont
                           
                           
                              :
                           
                           
                              kizárólag hajlított ablaküvegek esetében, a legnagyobb felezőn a tábla azon részén, ahol a görbületi sugár a legkisebb.
                           
                        
            
                  2.5.2.
               
               
                  Minden előírt ütési ponton csak egyetlen vizsgálatot kell végezni.
               
            2.6.   Az eredmények értelmezése
      
                  2.6.1.
               
               
                  A vizsgálati eredmények kielégítők, ha a szilánkos törés eleget tesz az alábbi feltételeknek:
                  
                              2.6.1.1.
                           
                           
                              a szilánkok száma bármely 5 × 5 cm2-es négyzetben nem kevesebb 40-nél és nem több 400-nál, illetve 3,5 mm-nél nem vastagabb üveg esetében 450-nél.
                           
                        
                              2.6.1.2.
                           
                           
                              A fenti szabály tekintetében az olyan szilánkok, amelyek a négyzet szélén túlnyúlnak, fél szilánknak számítanak.
                           
                        
                              2.6.1.3.
                           
                           
                              Nem kell vizsgálni a szilánkos törést a minta szélén az üveg keretét képező 2 cm széles sávban, sem pedig az ütési ponttól számított 7,5 cm sugarú körön belül.
                           
                        
                              2.6.1.4.
                           
                           
                              A fenti 2.6.1.3. szakasz szerinti helyek kivételével, nem megengedhetőek a 3 cm2-nél nagyobb szilánkok.
                           
                        
                              2.6.1.5.
                           
                           
                              Kisszámú, nyújtott alakú szilánk megengedett, feltéve hogy:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          végeik nem pengeélesek,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          ha az üvegtábla széléig érnek, úgy azzal 45°-nál nagyobb szöget nem képeznek,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          hosszuk nem haladja meg a 7,5 cm-t (kivéve a lenti 2.6.2.2. szakasz szerinti esetet).
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          hosszuk nem haladja meg a 7,5 cm-t.
                                       
                                    
                        
            
                  2.6.2.
               
               
                  A szilánkos törés szempontjából a jóváhagyásra benyújtott minták akkor tekinthetők megfelelőnek, ha az alábbiak közül legalább egy feltétel teljesül:
                  
                              2.6.2.1.
                           
                           
                              a fenti 2.5.1. szakasz szerinti ütési pontokon minden vizsgálat kielégítő eredménnyel jár,
                           
                        
                              2.6.2.2.
                           
                           
                              a 2.5.1. szakaszban előírt ütési pontokon végzett vizsgálatok közül egy nem kielégítő eredménnyel végződik, de az eltérés nem haladja meg az alábbi értékeket:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          legfeljebb 5 darab 6 és 7,5 cm közötti hosszúságú szilánk,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          legfeljebb 4 darab 7,5 és 10 cm közötti hosszúságú szilánk,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          és egy új próbadarabon végzett ismételt vizsgálatnál a 2.6.1. szakasz követelményei teljesülnek vagy az eltérések a fenti határokon belül maradnak.
                                       
                                    
                        
                              2.6.2.3.
                           
                           
                              A 2.5.1. szakasz szerinti ütési pontokon végzett vizsgálatok közül kettő nem kielégítő eredményű az eltérések tekintetében, figyelemmel a 2.6.2.2. szakasz szerinti határértéket nem túllépő tűrésre, de az új mintasorozaton végzett további vizsgálati sorozatok eredménye megfelel a 2.6.1. szakasz előírásainak, vagy az új sorozat maximum két mintáján kapott eredmények eltérései a 2.6.2.2. szakasz szerinti határértékeken belül vannak.
                           
                        
            
                  2.6.3.
               
               
                  Ha a vizsgálat a fent leírt eltéréseket állapítja meg, úgy azokat fel kell jegyezni a vizsgálati jegyzőkönyvbe, és az üvegtábla érintett részének maradandó felvételét a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
               
            3.   MECHANIKAI SZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA
      3.1.   227 g-os golyóval végzett vizsgálat
      3.1.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai.
      
                  Anyag
               
               
                  Minőségi
               
               
                  Színezettség
               
               
                  Minőségi jelzőszámok
               
            
                  Csiszolt üveg
               
               
                  2
               
               
                  színtelen
               
               
                  1
               
            
                  Úsztatott üveg
               
               
                  1
               
               
                  színezett
               
               
                  2
               
            
                  Síküveg
               
               
                  1
               
               
                   
               
               
                   
               
            Az egyéb másodlagos jellemzők (beépített vagy más vezetékek) figyelmen kívül maradnak.
      3.1.2.   A próbadarabok száma
      Hat mintát kell vizsgálni minden, a fenti 1.1.4. szakaszban meghatározott minden vastagságkategóriában.
      3.1.3.   Vizsgálati módszer
      
                  3.1.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 2.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.1.3.2.
               
               
                  Az ejtési magasságot (a golyó aljától a próbadarab felső felületéig) a következő táblázat tünteti fel, az üvegtábla vastagságától függően:
                  
                              Az üvegtábla névleges vastagsága (e)
                           
                           
                              Ejtési magasság
                           
                        
                              e ≤ 3,5 mm
                           
                           
                              2,0 m + 5 - 0 :mm
                           
                        
                              3,5 mm < e
                           
                           
                              2,5 m + 5 - 0 mm
                           
                        
            3.1.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.1.4.1.
               
               
                  A vizsgálat eredményét akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a próbadarab nem törik el.
               
            
                  3.1.4.2.
               
               
                  A mechanikai szilárdság szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
                  
                              3.1.4.2.1
                           
                           
                              egynél nem több vizsgálat adott nem kielégítő eredményt,
                           
                        
                              3.1.4.2.2
                           
                           
                              két vizsgálat nem kielégítő eredményt adott, de az új, hat próbadarabból álló készleten végzett további vizsgálatok kielégítő eredményeket adnak.
                           
                        
            4.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      
                  4.1.
               
               
                  A szabályos fényátbocsátási tényezőre vonatkozó, a 3. melléklet 9.1. szakaszában meghatározott követelmények vonatkoznak a járművezető látása szempontjából lényeges helyeken található, nem szélvédő céljára szolgáló egyenletesen edzett ablaküvegekre vagy üvegtáblarészekre.
               
            
                  4.2.
               
               
                  A 3. melléklet 9. pontjának rendelkezései csak olyan lassú járművek szélvédőjéhez használható, egyenletesen edzett ablaküvegekre vonatkoznak, melyek kialakításuknál fogva nem képesek a 40 km/h sebesség túllépésére. Nem vonatkozik a már jóváhagyott csoportba tartozó lapos szélvédőkre.
               
            
         (1)  Ezek az egyenletesen edzett ablaküvegek olyan lassú járművek szélvédőjéhez is használhatók, melyek kialakításuknál fogva nem képesek a 40 km/h sebesség túllépésére.
   
   
      6. MELLÉKLET
      
         KÖZÖNSÉGES RÉTEGELT ÜVEGBŐL KÉSZÜLT SZÉLVÉDŐK
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A közönséges rétegelt üvegből készült szélvédőket akkor kell különböző típushoz tartozónak tekinteni, ha a következő fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább egyben eltérnek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              alak és méretek.
                              A közönséges rétegelt üvegből készült szélvédőket a mechanikai tulajdonságok és a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság vizsgálata szempontjából egy csoportba tartozóknak kell tekinteni.
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Az üvegrétegek száma,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              a szélvédő névleges „e” vastagsága, ahol 0,2 n mm (ahol n a szélvédőben az üvegrétegek száma) gyártási tűrés a névleges érték alatt és felett megengedett,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek névleges vastagsága,
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek fajtája és típusa (pl. PVB vagy más műanyag közbenső réteg vagy rétegek).
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              az anyag fajtája (csiszolt táblaüveg, úsztatott üveg, síküveg),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek színezése (színtelen vagy teljesen, illetve részlegesen színezett),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              az üveg színezése (színtelen vagy színezett),
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              beépített vagy más vezetékek megléte vagy hiánya,
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              homályosító sötétítés megléte vagy hiánya.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  Közönséges rétegelt üvegből készült szélvédők esetében a fejformás ütésvizsgálaton (a lenti 3.2. szakasz) és az optikai tulajdonságok vizsgálatán kívül minden vizsgálatot sík próbadarabokon kell elvégezni, amelyeket vagy tényleges szélvédőkből vágnak ki, vagy külön e célra készítenek. A próbadaraboknak mindkét esetben, minden tekintetben szigorúan meg kell egyezniük azon sorozatban gyártott szélvédőkkel, amelyek gyártásához a jóváhagyást kérik.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Az egyes vizsgálatok előtt a próbadarabokat legalább négy órán át 23 °C ± 2 °C hőmérsékleten kell tárolni. A vizsgálatokat a mintáknak a tárolóból való kivételét követő lehető legrövidebb időn belül el kell végezni.
               
            3.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   Fejformás ütésvizsgálat teljes szélvédőn
      3.2.1.   A minták száma
      A 13. melléklet előírásaival összhangban négy mintát kell kiválasztani vizsgálatra a legkisebb kiterített területű sorozatból és négy mintát a legnagyobb kiterített területű sorozatból.
      3.2.2.   Vizsgálati módszer
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               Az ejtési magasság 1,5 m 
                     .
            3.2.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.2.3.1.
               
               
                  E vizsgálat akkor ad kielégítő eredményt, ha a következő feltételek teljesülnek:
                  
                              3.2.3.1.1.
                           
                           
                              a minta úgy törik el, hogy számos, kör alakú repedés keletkezik, amelyeknek a középpontja közelítőleg az ütközés szakaszában van, és az ütközés pontjához legközelebb eső repedések e ponttól legfeljebb 80 mm-re vannak,
                           
                        
                              3.2.3.1.2.
                           
                           
                              az üvegrétegek a közbenső műanyag rétegről nem válhatnak le. Egy vagy több részleges leválás a közbenső rétegről legfeljebb 4 mm szélességben a repedés bármelyik oldalán megengedett, az ütközés szakaszával azonos középpontú, 60 mm átmérőjű körön kívül.
                           
                        
                              3.2.3.1.3.
                           
                           
                              Az ütközés oldalán:
                              
                                          3.2.3.1.3.1.
                                       
                                       
                                          a közbenső rétegnek nem szabad fedetlenné válnia 20 cm2-nél nagyobb felületen,
                                       
                                    
                                          3.2.3.1.3.2.
                                       
                                       
                                          a közbenső rétegben legfeljebb 35 mm hosszú szakadás megengedett.
                                       
                                    
                        
            
                  3.2.3.2.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott minták akkor tekinthetők megfelelőnek, ha a következő két feltétel egyike teljesül:
                  
                              3.2.3.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              3.2.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            3.3.   Fejformás ütésvizsgálat sík próbadarabokon
      3.3.1.   A próbadarabok száma
      Hat sík, (1 100 mm x 500 mm) méretű próbadarabot kell vizsgálni.
      3.3.2.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.2.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.3.2.2.
               
               Az ejtési magasság 4 m 
                     .
            3.3.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.3.3.1.
               
               
                  E vizsgálat akkor ad kielégítő eredményt, ha a következő feltételek teljesülnek:
                  
                              3.3.3.1.1.
                           
                           
                              a próbadarab enged és eltörik, illetve azon megközelítőleg az ütési pontnak megfelelő középponttal kör alakú repedések láthatók,
                           
                        
                              3.3.3.1.2.
                           
                           
                              a közbenső rétegben a szakadás megengedett, feltéve hogy a bábu feje nem megy át a próbadarabon,
                           
                        
                              3.3.3.1.3.
                           
                           
                              a közbenső rétegről nem válhatnak le nagyobb üvegszilánkok.
                           
                        
            
                  3.3.3.2.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő két feltétel közül az egyik teljesül:
                  
                              3.3.3.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              3.3.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            4.   MECHANIKAI SZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA
      4.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      4.2   2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat
      4.2.1.   A próbadarabok száma
      Hat négyzet alakú, 300 mm  oldalhosszúságú próbadarabot kell a vizsgálatnak alávetni.
      4.2.2.   Vizsgálati módszer
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  A 3. melléklet 2.2. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               Az ejtési magasság (a golyó alsó szélétől a próbadarab felső felületéig) 4 m mm
                     .
            4.2.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  A vizsgálat eredménye akkor tekinthető kielégítőnek, ha a golyó nem megy át az üvegezésen az ütközés pillanatától számított öt másodpercen belül.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  A 2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő két feltétel közül az egyik teljesül:
                  
                              4.2.3.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              4.2.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            4.3.   227 g-os golyóval végzett vizsgálat
      4.3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      4.3.2.   A próbadarabok száma
      Húsz négyzet alakú, 300 mm  oldalhosszúságú próbadarabot kell a vizsgálatnak alávetni.
      4.3.3.   Vizsgálati módszer
      
                  4.3.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 2,1. szakaszában leírt módszert kell használni.
                  10 mintát kell vizsgálni +40 °C ± 2°C hőmérsékleten, és 10 mintát –20 °C ± 2°C hőmérsékleten.
               
            
                  4.3.3.2.
               
               
                  A különböző vastagsági kategóriákra vonatkozó ejtési magasságot és a levált szilánkok tömegét az alábbi táblázat adja meg:
                  
                              A próbadarab vastagsága
                              mm
                           
                           
                              + 40 °C
                           
                           
                              – 20 °C
                           
                        
                              Esési magasság
                              m (1)
                              
                           
                           
                              A szilánkok megengedett legnagyobb tömege
                              g
                           
                           
                              Esési magasság
                              m (1)
                              
                           
                           
                              A szilánkok megengedett legnagyobb tömege
                              g
                           
                        
                              e ≤ 4,5
                              4,5 < e ≤ 5,5
                              5,5 < e ≤ 6,5
                              e ≥ 6,5
                           
                           
                              9
                              10
                              11
                              12
                           
                           
                              12
                              15
                              20
                              25
                           
                           
                              8,5
                              9
                              9,5
                              10
                           
                           
                              12
                              15
                              20
                              25
                           
                        
            4.3.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  4.3.4.1.
               
               
                  A vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
                  
                              —
                           
                           
                              a golyó nem hatol át a próbadarabon,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              a próbadarab nem törik szét darabokra,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              a közbenső réteg nem szakad el, az ütközés szakaszával ellentétes üvegoldalon levált szilánkok tömege nem haladja meg a fenti 4.3.3.2. szakaszban megadott megfelelő értékeket.
                           
                        
            
                  4.3.4.2.
               
               
                  A 227 g-os golyóval végzett vizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő feltételek közül az egyik teljesül:
                  
                              4.3.4.2.1.
                           
                           
                              legalább nyolc vizsgálat kielégítő eredményt ad mindegyik vizsgálati hőmérsékleten, vagy
                           
                        
                              4.3.4.2.2.
                           
                           
                              kettőnél több vizsgálat eredménye nem kielégítő az alkalmazott vizsgálati hőmérsékleteken, de az új próbadarabokon végzett további vizsgálatok kielégítő eredményt adnak.
                           
                        
            5.   KÖRNYEZETI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      5.1.   Kopásállósági vizsgálat
      5.1.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 4. szakaszában leírt követelményeket kell alkalmazni, a vizsgálatot 1 000 forgási cikluson át kell végezni.
      5.1.2.   Az eredmények értelmezése
      A biztonsági üvegtáblát a kopásállóság szempontjából kielégítőnek kell tekinteni, ha a próbadarab kopása következtében a fényszórás nem haladja meg a 2 %-ot.
      5.2.   Hőállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 5. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.3.   Sugárzásállóság vizsgálata
      5.3.1.   Általános követelmények
      E vizsgálatot csak akkor kell elvégezni, ha a laboratórium azt a közbenső réteggel kapcsolatban birtokában lévő információk alapján hasznosnak ítéli.
      5.3.2.   A 3. melléklet 6.3. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.4.   Nedvességállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 7. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      6.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A 3. melléklet 9. szakaszában az optikai tulajdonságokra meghatározott követelmények érvényesek valamennyi szélvédőtípus tekintetében. Nem vonatkozik a már jóváhagyott csoportba tartozó lapos szélvédőkre, ha a dőlésszög a függőlegeshez képest 40°-nál kisebb.
      
         (1)  Az esési magasság értékében  eltérés megengedett.
   
   
      7. MELLÉKLET
      
         NEM SZÉLVÉDŐK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ RÉTEGELT ABLAKÜVEGEK
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A nem szélvédők céljára szolgáló rétegelt ablaküvegek akkor tekinthetők különböző típusokhoz tartozóknak, ha az alábbi fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább az egyikben különböznek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              a táblának azon vastagsági kategóriája, amelybe az „e” névleges vastagság tartozik: (±0,2,2n mm gyártási tűrés megengedett, ahol „n” az üvegrétegek száma):
                              
                                          I. kategória
                                       
                                       
                                          e ≤ 5,5 mm
                                       
                                    
                                          II. kategória
                                       
                                       
                                          5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                                       
                                    
                                          III. kategória
                                       
                                       
                                          6,5 mm < e
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek névleges vastagsága,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek fajtája és típusa, pl. PVB vagy más műanyag alapú közbenső réteg vagy rétegek,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              bármely különleges (elő)kezelés, amelynek a szélvédő egy vagy több üvegrétegét alávetették,
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              az anyag fajtája (csiszolt táblaüveg, úsztatott üveg, síküveg),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek színezése (színtelen vagy teljesen, illetve részlegesen színezett),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              az üveg színezése (színtelen vagy színezett).
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              homályosító sötétítés megléte vagy hiánya.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  A nem szélvédők céljaira szolgáló rétegelt ablaküvegek esetében a vizsgálatokat sík próbadarabokon kell elvégezni, amelyeket vagy a valódi ablaküvegekból vágnak ki, vagy külön e célra készítenek. A próbadaraboknak mindkét esetben szigorúan meg kell egyezniük azon ablaküvegekkel, amelyek gyártásához a jóváhagyást kérik.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Az egyes vizsgálatok előtt a próbadarabokat legalább négy órán át 23 °C ± 2 °C hőmérsékleten kell tárolni. A vizsgálatokat a mintáknak a tárolóból való kivételét követő lehető legrövidebb időn belül el kell végezni.
               
            
                  2.3.
               
               
                  E melléklet előírásait teljesítettnek kell tekinteni, ha a jóváhagyásra benyújtott üveg összetétele megegyezik egy olyan szélvédő összetételével, amelyet már a 6., 8. vagy a 9. melléklet rendelkezéseivel összhangban jóváhagytak.
               
            3.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   A próbadarabok száma
      Hat sík, (1 100 mm x 500 mm)  méretű próbadarabot kell vizsgálni.
      3.3.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.3.2.
               
               Az ejtési magasság 1,50 m 
                     .
            3.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.4.1.
               
               
                  A vizsgálat megfelelő eredményűnek minősül, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
                  
                              3.4.1.1.
                           
                           
                              a próbadarab enged és eltörik, illetve azon megközelítőleg az ütési pontnak megfelelő középponttal kör alakú repedések láthatók,
                           
                        
                              3.4.1.2.
                           
                           
                              a közbenső rétegben szakadások megengedhetők, de a próbabábu feje nem hatolhat át az üvegen,
                           
                        
                              3.4.1.3.
                           
                           
                              a közbenső rétegről nem válhatnak le nagyobb üvegszilánkok.
                           
                        
            
                  3.4.2.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyási vizsgálatra benyújtott próbadarabok sorozata akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi két feltétel valamelyike teljesül:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            4.   MECHANIKAI SZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA – 227 g-OS GOLYÓVAL VÉGZETT VIZSGÁLAT
      4.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      4.2.   A próbadarabok száma
      A vizsgálatot négy darab sík, négyzet alakú (300 mm x 300 mm)  mm oldalhosszúságú próbadarabon kell elvégezni.
      4.3.   Vizsgálati módszer
      
                  4.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 2.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Az ejtési magasságot (a golyó alsó pontjától a próbadarab felső felületéig) az alábbi táblázat tartalmazza a névleges vastagság függvényében:
                  
                              Névleges vastagság
                           
                           
                              Ejtési magasság
                           
                        
                              e ≤ 5,5 mm
                           
                           
                              5 m
                           
                           
                              
                                 
                           
                        
                              5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                           
                           
                              6 m
                           
                        
                              6,5 mm < e
                           
                           
                              7 m
                           
                        
            4.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  4.4.1.
               
               
                  A vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
                  
                              —
                           
                           
                              a golyó nem hatol át a próbadarabon,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              a próbadarab nem törik darabokra,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              az ütközés szakaszával szemközti oldalon esetlegesen leváló szilánkok teljes tömege nem haladja meg a 15 g-ot.
                           
                        
            
                  4.4.2.
               
               
                  A mechanikai szilárdság szempontjából a jóváhagyási vizsgálatra benyújtott próbadarabok sorozata akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
                  
                              4.4.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményű, vagy
                           
                        
                              4.4.2.2.
                           
                           
                              legfeljebb két vizsgálat nem kielégítő eredményű, azonban egy új mintasorozaton elvégzett ismételt vizsgálat kielégítő eredményt ad.
                           
                        
            5.   KÖRNYEZETI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      5.1.   Kopásállósági vizsgálat
      5.1.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 4. szakaszában leírt követelményeket kell alkalmazni, a vizsgálatot 1 000 forgási cikluson át kell végezni.
      5.1.2.   Az eredmények értelmezése
      A biztonsági üvegtábla a kopásállóság szempontjából akkor tekinthető megfelelőnek, ha a kopás következtében bekövetkező fényszórás a próbadarabon nem haladja meg a 2 %-ot.
      5.2.   Hőállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 5. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.3.   Sugárzásállóság vizsgálata
      5.3.1.   Általános követelmények
      E vizsgálatot csak akkor kell elvégezni, ha a laboratórium azt a közbenső réteggel kapcsolatban birtokában lévő információk alapján hasznosnak ítéli.
      5.3.2.   A minták vagy próbadarabok száma
      A 3. melléklet 6.3. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.4.   Nedvességállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 7. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      6.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A nem szélvédők céljára szolgáló ablaküvegekre, illetve a járművezető kilátása szempontjából lényeges helyeken lévő, nem szélvédő célját szolgáló üvegezésre a 3. melléklet 9.1. szakaszában leírt rendes fényátbocsátási követelmények érvényesek.
   
   
      8. MELLÉKLET
      
         KEZELT RÉTEGELT SZÉLVÉDŐÜVEGEK
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A kezelt rétegelt szélvédőüvegeket akkor kell különböző típusokhoz tartozónak tekinteni, ha az alábbi fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább az egyikben különböznek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              alak és méretek.
                              A kezelt rétegelt szélvédőüvegeket a mechanikai tulajdonságok és a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság vizsgálata szempontjából egy csoportba tartozóknak kell tekinteni,
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              az üvegrétegek száma,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              a szélvédő „e” névleges vastagsága, ahol 0,2 n mm (n az üvegrétegek száma a szélvédőben) gyártási tűrés megengedett a névleges vastagság fölött vagy alatt,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              bármely különleges (elő)kezelés, amelynek a szélvédő egy vagy több üvegrétegét alávetették,
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek névleges vastagsága,
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek fajtája és típusa (pl. PVB vagy más műanyag közbenső réteg vagy rétegek).
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              az anyag fajtája (csiszolt táblaüveg, úsztatott üveg, síküveg),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              a közbenső réteg vagy rétegek színezése (színtelen vagy teljesen, illetve részlegesen színezett),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              az üveg színezése (színtelen vagy színezett),
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              beépített vagy más vezetékek megléte vagy hiánya,
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              homályosító sötétítés megléte vagy hiánya.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  A kezelt rétegelt szélvédőüvegek esetében – a teljes szélvédőn végzett fejformás ütésvizsgálat és az optikai tulajdonságok vizsgálata kivételével – a vizsgálatokat mintákon és/vagy külön e célra készített sík próbadarabokon kell végezni. A próbadaraboknak azonban minden szempontból szigorúan meg kell felelniük azon ablaküvegeknek, amelyek gyártásához a jóváhagyást kérik.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Az egyes vizsgálatok elvégzése előtt próbadarabokat vagy a mintákat legalább 4 órán át 23 °C ±2 °C hőmérsékleten kell tartani. A próbadarabokon vagy mintákon a vizsgálatokat ezeknek a tárolóból való kivételét követő lehető legrövidebb időn belül el kell végezni.
               
            3.   ELŐÍRT VIZSGÁLATOK
      A kezelt rétegelt szélvédőüvegeken az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni:
      
                  3.1.
               
               
                  a 6. mellékletben a közönséges rétegelt üvegezésű szélvédőkre vonatkozóan előírt vizsgálatok,
               
            
                  3.2.
               
               
                  az alábbi 4. szakaszban leírt szilánkostörés-vizsgálat.
               
            4.   SZILÁNKOSTÖRÉS-VIZSGÁLAT
      4.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      
                  Anyag
               
               
                  Minőségi jelzőszám
               
            
                  Táblaüveg
               
               
                  2
               
            
                  Úsztatott üveg
               
               
                  1
               
            
                  Síküveg
               
               
                  1
               
            4.2.   A minták vagy vizsgálati darabok száma
      A vizsgálathoz egy (1 100 × 500 mm)  méretű próbadarabot vagy ütési pontonként egy-egy külön mintát kell használni.
      4.3.   Vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 1. szakaszában leírt módszert kell használni.
      4.4.   Ütési pont vagy pontok
      Az üvegtábla minden külső kezelt rétegén, a minta vagy a próbadarab középpontján kell kijelölni az ütési pontot.
      4.5.   Az eredmények értelmezése
      
                  4.5.1.
               
               
                  A szilánkostörés-vizsgálatot akkor kell kielégítő eredményűnek tekinteni az egyes ütési pontokon, ha a 2 cm2-nél nagyobb szilánkok összfelülete a 4. melléklet 2.3.2. szakaszában meghatározott négyszög felületének legalább 15 %-át kiteszi.
               
            
                  4.5.1.1.
               
               
                  Minta esetében:
                  
                              4.5.1.1.1.
                           
                           
                              M1 kategóriájú járművek esetében a négyszög alakú rész középpontja egy 10 cm sugarú körön belül van, a középpont pedig a V1–V2 szegmens vetülete.
                           
                        
                              4.5.1.1.2.
                           
                           
                              A nem M1 kategóriájú M és N kategóriájú járművek esetében a négyszög alakú rész középpontja egy 10 cm sugarú körön belül van, a középpont pedig a 0 pont.
                           
                        
                              4.5.1.1.3.
                           
                           
                              Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és ipari munkagépnek minősülő járművek esetében a láthatósági zóna helyzetét a vizsgálati jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
                           
                        
                              4.5.1.1.4.
                           
                           
                              A négyszög magassága 15 cm-re csökkenthető olyan szélvédők esetében, amelyek magassága nem éri el a 44 cm-t, vagy amelyek beépítési szöge a függőlegeshez viszonyítva kisebb, mint 15°, a kilátási arány pedig a megfelelő négyszög területének legalább 10 %-a.
                           
                        
            
                  4.5.1.2.
               
               
                  Próbadarabok esetében a négyszög középpontjának a próbadarab hosszabbik tengelyén kell lennie, 450 mm-re valamelyik szélétől.
               
            
                  4.5.2.
               
               
                  A jóváhagyásra benyújtott mintákat vagy próbadarabokat a szilánkos törés szempontjából megfelelőnek kell tekinteni, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
                  
                              4.5.2.1.
                           
                           
                              a vizsgálat minden ütési pontra kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              4.5.2.2.
                           
                           
                              egy négy próbadarabból álló új sorozaton elvégzett ismételt vizsgálat – azon ütési pontok mindegyikére, amelyek korábban nem megfelelő eredményt adtak – a négy vizsgálat mindegyikére kielégítő eredményt ad.
                           
                        
            
   
      9. MELLÉKLET
      
         MŰANYAGGAL FEDETT BIZTONSÁGI ABLAKÜVEGEK
      
      (belülről)
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A 4–8. mellékletben meghatározott, biztonsági üvegezésre alkalmas anyagoknak, ha belső oldalukon műanyag bevonat van, nemcsak a megfelelő mellékletekben leírt előírásoknak kell megfelelniük, hanem az alábbi követelményeknek is:
      2.   KOPÁSÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT
      2.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A műanyag bevonatot 100 forgási cikluson át kell vizsgálni a 3. melléklet 4. szakaszában írt követelményekkel összhangban.
      2.2.   Az eredmények értelmezése
      A műanyag bevonatot a kopásállóság tekintetében kielégítőnek kell tekinteni, ha a koptatás következtében a próbadarab fényszórása nem haladja meg a 4 %-ot.
      3.   NEDVESSÉGÁLLÓSÁG VIZSGÁLATA
      
                  3.1.
               
               
                  Műanyag bevonatú, edzett, biztonsági üvegezésre alkalmas anyag esetében a nedvességállósági vizsgálatot is el kell végezni.
               
            
                  3.2.
               
               
                  A 3. melléklet 7. szakaszának előírásai alkalmazandók.
               
            4.   HŐFOKVÁLTOZÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      A 3. melléklet 8. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.   TŰZÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT
      A 3. melléklet 10. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      6.   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG VIZSGÁLATA
      A 3. melléklet 11.2.1. szakaszának előírásai alkalmazandók.
   
   
      10. MELLÉKLET
      
         ÜVEG–MŰANYAG SZÉLVÉDŐÜVEGEK
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      Az üveg–műanyag szélvédőüvegeket különböző típusúnak kell tekinteni, ha az alábbi fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább egyben különböznek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              alak és méretek.
                              Az üveg–műanyag szélvédőüvegeket a mechanikai szilárdság, a környezeti hatásokkal szembeni ellenállás, a hőfokváltozásokkal szembeni ellenállás és a vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata szempontjából egy csoportba tartozónak kell tekinteni,
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              a műanyag rétegek száma,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              a szélvédő „e” névleges vastagsága, ±0,2 mm gyártási tűrés megengedett,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              az üvegréteg névleges vastagsága,
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              a közbenső rétegként szereplő műanyag réteg(ek) névleges vastagsága,
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              a közbenső rétegként szereplő műanyag réteg(ek) fajtája és típusa (pl. PVB vagy más anyag) és a belső felületen lévő műanyag réteg fajtája és típusa.
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              Bármely különleges eljárás, amellyel az üvegtáblát esetleg kezelték.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1
                           
                           
                              az anyag fajtája (táblaüveg, úsztatott üveg, síküveg),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              a műanyag réteg(ek) színezése (színtelen vagy teljesen, illetve részlegesen színezett),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              az üveg színezése (színtelen vagy színezett),
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              beépített vagy más vezetékek megléte vagy hiánya,
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              homályosító sötétítés megléte vagy hiánya.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat (3.2. szakasz) és az optikai tulajdonságok vizsgálatának kivételével az üveg–műanyag szélvédőüvegek esetében a vizsgálatokat vagy valódi szélvédőből kivágott, vagy külön e célra gyártott sík próbadarabokon kell elvégezni. A próbadaraboknak mindkét esetben, minden tekintetben szigorúan meg kell egyezniük azon sorozatban gyártott szélvédőkkel, amelyek gyártásához a jóváhagyást kérik.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Az egyes vizsgálatok előtt a próbadarabokat legalább négy órán át 23 °C ± 2 °C hőmérsékleten kell tárolni. A vizsgálatokat a mintáknak a tárolóból való kivételét követő lehető legrövidebb időn belül el kell végezni.
               
            3.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   Fejformás ütésvizsgálat teljes szélvédőn
      3.2.1.   A minták száma
      A legkisebb és a legnagyobb kiterített területű sorozatból a 13. melléklet előírásaival összhangban kiválasztott 4–4 mintán kell a vizsgálatokat elvégezni.
      3.2.2.   Vizsgálati módszer
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               Az ejtési magasság 1,50 m 
                     .
            3.2.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.2.3.1.
               
               
                  A vizsgálat akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi követelmények teljesülnek:
                  
                              3.2.3.1.1.
                           
                           
                              az üvegréteg eltörik, és rajta számos, kör alakú repedés látható, amelyek középpontja megközelítőleg azonos az ütési ponttal, az ütési ponthoz legközelebbi repedések nincsenek attól 80 mm-nél nagyobb távolságra,
                           
                        
                              3.2.3.1.2.
                           
                           
                              az üvegréteg továbbra is a közbenső műanyag réteghez tapad. A közbenső rétegről való egy vagy több részleges, legfeljebb 4 mm szélességű leválás megengedhető a repedés mindkét oldalán, ha ezek az ütési ponttól számított 60 mm átmérőjű körön kívül helyezkednek el,
                           
                        
                              3.2.3.1.3.
                           
                           
                              a közbenső rétegben egy, legfeljebb 35 mm hosszúságú szakadás megengedhető az ütközés felőli oldalon.
                           
                        
            
                  3.2.3.2.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarab-sorozat akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi két feltétel valamelyike teljesül:
                  
                              3.2.3.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              3.2.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            3.3.   Fejformás ütésvizsgálat sík próbadarabokon
      3.3.1.   A próbadarabok száma
      Hat sík(1 100 mm x 500 mm)  méretű próbadarabot kell vizsgálni.
      3.3.2.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.2.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.3.2.2.
               
               Az ejtési magasság 4 m 
                     .
            3.3.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.3.3.1.
               
               
                  A vizsgálat akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi követelmények teljesülnek:
                  
                              3.3.3.1.1.
                           
                           
                              az üvegréteg enged és eltörik, valamint rajta több, kör alakú repedés látható, amelyek középpontja megközelítőleg egybeesik az ütési ponttal,
                           
                        
                              3.3.3.1.2.
                           
                           
                              a közbenső rétegben szakadások megengedhetők, de a próbabábu feje nem hatolhat át az üvegen,
                           
                        
                              3.3.3.1.3.
                           
                           
                              a közbenső rétegről nem válhatnak le nagyobb üvegszilánkok.
                           
                        
            
                  3.3.3.2.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyási vizsgálatra benyújtott valamely próbadarab-sorozat akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi két feltétel valamelyike teljesül:
                  
                              3.3.3.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              3.3.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            4.   MECHANIKAI SZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA
      4.1.   Minőségi jelzőszám, vizsgálati módszer és az eredmények kiértékelése
      A 6. melléklet 4. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      4.2.   Azonban a 6. melléklet 4.3.4.1. pontjában megfogalmazott követelményt nem kell alkalmazni.
      5.   KÖRNYEZETI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      5.1.   Kopásállósági vizsgálat
      5.1.1.   A külső felület kopásállóságának vizsgálata
      
                  5.1.1.1.
               
               
                  A 6. melléklet 5.1. szakaszának előírásai alkalmazandók.
               
            5.1.2.   A belső felület kopásállóságának vizsgálata
      
                  5.1.2.1.
               
               
                  A 9. melléklet 2. szakaszának előírásai alkalmazandók.
               
            5.2.   Hőállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 5. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.3.   Sugárzásállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 6.3. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.4.   Nedvességállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 7. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.5.   Hőfokváltozásokkal szembeni ellenállás vizsgálata
      A 3. melléklet 8. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      6.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A 3. melléklet 9. szakaszában az optikai tulajdonságokra meghatározott követelmények érvényesek valamennyi szélvédőtípus tekintetében.
      7.   TŰZÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT
      A 3. melléklet 10. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      8.   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG VIZSGÁLATA
      A 3. melléklet 11.2.1. szakaszának előírásai alkalmazandók.
   
   
      11. MELLÉKLET
      
         NEM SZÉLVÉDŐ CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÜVEG–MŰANYAG TÁBLÁK
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A nem szélvédők céljára szolgáló üveg–műanyag táblákat különböző típusúnak kell tekinteni, ha az alábbi fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább az egyikben különböznek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              a névleges vastagságra „e” alkalmazható vastagság kategória, ±0,2 mm gyártási tűrés megengedett:
                              
                                          I. kategória
                                       
                                       
                                          e ≤ 3,5 mm
                                       
                                    
                                          II. kategória
                                       
                                       
                                          3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
                                       
                                    
                                          III. kategória
                                       
                                       
                                          4,5 mm < e
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              közbenső rétegként szereplő műanyag réteg(ek) névleges vastagsága,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              az üvegtábla névleges vastagsága,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              közbenső réteg(ek) ként szereplő műanyag réteg(ek) típusa (pl. PVB vagy más anyag) és a belső felületen levő műanyag réteg típusa.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              Bármely különleges kezelés, amelynek az üvegréteget esetleg alávetették.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              az anyag fajtája (táblaüveg, úsztatott üveg, síküveg),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              a műanyag réteg(ek) színezése (színtelen vagy teljesen, illetve részlegesen színezett),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              az üveg színezése (színtelen vagy színezett).
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              homályosító sötétítés megléte vagy hiánya.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  Nem szélvédők céljára szolgáló üveg–műanyag táblák esetében a vizsgálatokat sík próbadarabokon kell elvégezni, amelyeket vagy normál üvegtáblából vágnak ki, vagy külön e célra készítenek. A próbadaraboknak mindkét esetben szigorúan meg kell egyezniük azon ablaküvegekkel, amelyek gyártásához a jóváhagyást kérik.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Az egyes vizsgálatok elvégzése előtt az üveg–műanyag táblák próbadarabjait legalább négy órán át 23 °C ±2 °C hőmérsékleten kell tartani. A vizsgálatokat a próbadarabok tárolóból való kivételét követően a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni.
               
            
                  2.3.
               
               
                  E melléklet előírásait teljesítettnek kell tekinteni, ha a jóváhagyásra benyújtott üvegtábla összetétele megegyezik a 10. melléklet előírásai alapján már jóváhagyott szélvédő összetételével.
               
            3.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   A próbadarabok száma
      Hat sík, (1 100 mm x 500 mm)  mm méretű próbadarabot kell vizsgálni.
      3.3.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.3.2.
               
               Az ejtési magasság 1,50 m 
                     .
            3.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.4.1.
               
               
                  A vizsgálat akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi követelmények teljesülnek:
                  
                              3.4.1.1.
                           
                           
                              az üvegréteg eltörik, és rajta számos repedés látható,
                           
                        
                              3.4.1.2.
                           
                           
                              a közbenső rétegben felléphetnek szakadások, de a próbabábu feje nem hatolhat át a próbadarabon,
                           
                        
                              3.4.1.3.
                           
                           
                              a közbenső rétegről nem válhatnak le nagyobb üvegszilánkok.
                           
                        
            
                  3.4.2.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyási vizsgálatra benyújtott valamely próbadarab-sorozat akkor tekinthető megfelelőnek, ha az alábbi két feltétel valamelyike teljesül:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            4.   MECHANIKAI SZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA – 227 g-os GOLYÓVAL VÉGZETT VIZSGÁLAT
      
                  4.1.
               
               
                  A 7. melléklet 4. szakaszában leírt követelményeket kell alkalmazni, a 4.3.2. szakaszban szereplő táblázat kivételével, amelynek helyére az alábbi táblázat kerül:
                  
                              Névleges vastagság
                           
                           
                              Ejtési magasság
                           
                        
                              e ≤ 3,5 mm
                           
                           
                              5 m
                           
                           
                              
                                 
                           
                        
                              3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
                           
                           
                              6 m
                           
                        
                              e ≤ 4,5 mm
                           
                           
                              7 m
                           
                        
            
                  4.2.
               
               
                  Azonban a 7. melléklet 4.4.1.2. pontjában megfogalmazott követelményt nem kell alkalmazni.
               
            5.   KÖRNYEZETI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      5.1   Kopásállósági vizsgálat
      5.1.1.   A külső felület kopásállóságának vizsgálata
      A 7. melléklet 5.1. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.1.2.   A belső felület kopásállóságának vizsgálata
      A 9. melléklet 2.1. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.2.   Hőállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 5. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.3.   Sugárzásállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 6.3. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.4.   Nedvességállóság vizsgálata
      A 3. melléklet 7. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      5.5.   Hőfokváltozásokkal szembeni ellenállás vizsgálata
      A 3. melléklet 8. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      6.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A nem szélvédők céljára szolgáló ablaküvegekre, illetve a járművezető kilátása szempontjából lényeges helyeken lévő üvegtábla részekre a 3. melléklet 3. szakaszában leírt rendes fényátbocsátási követelmények érvényesek.
      7.   TŰZÁLLÓSÁGI VIZSGÁLAT
      A 3. melléklet 10. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      8.   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG VIZSGÁLATA
      A 3. melléklet 11. szakaszának előírásai alkalmazandók.
   
   
      12. MELLÉKLET
      
         KETTŐS ÜVEGEZÉSŰ EGYSÉGEK
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A kettős üvegezésű egységeket különböző típusúnak kell tekinteni, ha az alábbi fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább az egyikben különböznek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              a kettős üvegezésű egység felépítése (szimmetrikus vagy aszimmetrikus),
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              az egyes összetevő ablaküvegek típusa az előírás 5., 7. vagy 11. melléklete szerinti meghatározásban,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              a két üvegtábla közötti hézag névleges szélessége,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              a tömítés típusa,
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Az egyes összetevő ablaküvegek másodlagos jellemzői az előírás 5., 7., 11. mellékletének 1.2. szakasza szerinti meghatározásban.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  A kettős üvegezésű egységet alkotó egyes ablaküvegeknek vagy megfelelő típusjóváhagyással kell rendelkezniük, vagy meg 5., 7. vagy 11.) leírt követelményeknek.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Az „e” névleges hézagszélességű, kettős üvegezésű egységeken elvégzett vizsgálatokat minden olyan kettős üvegezésű egységre érvényesnek kell tekinteni, amelynek jellemzői az előbbiekkel megegyeznek, és amelynek névleges hézagszélessége „e” ±3 mm. Azonban a jóváhagyás kérelmezője a legnagyobb és a legkisebb hézagszélességű mintát is benyújthatja vizsgálatra.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Olyan kettős üvegezésű egységek esetében, amelyeknek legalább az egyik táblája rétegelt üveg vagy üveg–műanyag, a próbadarabokat a vizsgálatok elvégzése előtt legalább négy órán át 23 °C ±2 °C hőmérsékleten kell tartani. A vizsgálatokat a próbadarabok tárolóból való kivételét követően azonnal el kell végezni.
               
            3.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   A próbadarabok száma
      A vizsgálatokat az összetevő ablaküvegek minden vastagságkategóriájára, valamint minden egyes hézagszélességre (lásd 1.1.4. szakasz) hat-hat próbadarabon kell elvégezni, amelyek mérete (1 100 mm x 500 mm) .
      3.3.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  3.3.2.
               
               Az ejtési magasság 1,50 m 
                     .
            
                  3.3.3.
               
               
                  Az aszimmetrikus kettős üvegezésű egység esetében mindkét oldalon három vizsgálatot kell végezni.
               
            3.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  3.4.1.
               
               
                  Két egyenletesen edzett üvegtáblából álló kettős üvegezés:
                  a vizsgálat akkor tekinthető megfelelőnek, ha mindkét összetevő eltörik.
               
            
                  3.4.2.
               
               
                  Nem szélvédő céljára szolgáló, két rétegeltüveg-táblából és / vagy üveg–műanyag táblából álló kettős üvegezés:
                  A vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              a próbadarab mindkét összetevője enged és eltörik, továbbá rajtuk kör alakú repedések láthatók, amelyek középpontja megközelítőleg egybeesik az ütési ponttal,
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              a közbenső réteg(ek)ben lehetnek szakadások, de a próbabábu feje nem hatolhat át a próbadarabon,
                           
                        
                              3.4.2.3.
                           
                           
                              a közbenső rétegről nem válhat le nagyobb üvegszilánk.
                           
                        
            
                  3.4.3.
               
               
                  Nem szélvédő céljára szolgáló, egy egyenletesen edzett üvegtáblából és egy rétegelt üveg vagy üveg–műanyag táblából álló kettős üvegezés.
                  
                              3.4.3.1.
                           
                           
                              az edzettüveg-tábla eltörik,
                           
                        
                              3.4.3.2.
                           
                           
                              a rétegelt üveg vagy üveg–műanyag tábla enged és eltörik, továbbá repedések láthatók rajta, amelyek középpontja megközelítőleg egybeesik az ütési ponttal,
                           
                        
                              3.4.3.3.
                           
                           
                              a közbenső réteg(ek)ben lehetnek szakadások, de a próbabábu feje nem hatolhat át a próbadarabon,
                           
                        
                              3.4.3.4.
                           
                           
                              a közbenső rétegről nem válhat le nagyobb üvegszilánk.
                           
                        
            
                  3.4.4.
               
               
                  A jóváhagyási vizsgálatra benyújtott valamely próbadarab-sorozat akkor tekinthető megfelelőnek a fejformás ütésvizsgálat szempontjából, ha az alábbi két feltétel valamelyike teljesül:
                  
                              3.4.4.1
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              3.4.4.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            4.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A kettős üvegezésű egységekre, vagy a járművezető kilátása szempontjából alapvető helyeken levő, kettős üvegezésű egységekre a 3. melléklet 9.1. szakaszában leírt rendes fényátbocsátási követelményeket kell alkalmazni.
   
   
      13. MELLÉKLET
      
         SZÉLVÉDŐK CSOPORTOSÍTÁSA JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATHOZ
      
      1.   A KÖVETKEZŐ SZÉLVÉDŐTULAJDONSÁGOKAT KELL FIGYELEMBE VENNI:
      
                  1.1.
               
               
                  a legnagyobb kiterített terület,
               
            
                  1.2.
               
               
                  szegmensmagasság,
               
            
                  1.3.
               
               
                  görbület.
               
            2.   EGY VASTAGSÁGI OSZTÁLY EGY CSOPORTOT KÉPEZ.
      3.   AZ OSZTÁLYOZÁST A KITERÍTETT TERÜLET NAGYSÁGA SZERINT EMELKEDŐ SORRENDBEN KELL ELVÉGEZNI.
      Ki kell választani az öt legnagyobb és az öt legkisebb kiterített területet, és azokat a következőképpen kell számozni:
      
                  1 a legnagyobb
                  2 az 1.-nél közvetlenül nagyobb,
                  3 a 2-nél közvetlenül nagyobb.
                  4 a 3-nál közvetlenül nagyobb
                  5 a 4-nél közvetlenül nagyobb.
               
               
                  1 a legkisebb,
                  2 az 1.-nél közvetlenül kisebb,
                  3 a 2-nél közvetlenül kisebb
                  4 a 3-nál közvetlenül kisebb
                  5 a 4-nél közvetlenül kisebb
               
            4.   A FENTI 3. SZAKASZ SZERINTI MINDKÉT SOROZATBAN A SZEGMENSMAGASSÁG JELÖLÉSE A KÖVETKEZŐ:
      1 a legnagyobb szegmensmagasság,
      2 a közvetlenül nagyobb
      3 a közvetlenül nagyobb
      stb.
      5.   A FENTI 3. SZAKASZ SZERINTI MINDKÉT SOROZATBAN A GÖRBÜLETI SUGÁR JELÖLÉSE A KÖVETKEZŐ:
      1 a legkisebb görbületi sugár,
      2 a közvetlenül kisebb,
      3 a közvetlenül kisebb,
      stb.
      6.   A FENTI 3. SZAKASZ SZERINTI KÉT SOROZATBAN AZ EGYES SZÉLVÉDŐKRE ADOTT SZÁMOKAT ÖSSZE KELL ADNI
      
                  6.1.
               
               
                  A 4., 6., 8., 9. és 10. melléklet szerinti teljes vizsgálat céljára ki kell választani az öt legnagyobb és az öt legkisebb szélvédő közül azt, amelyiknél ezen összeg a legkisebb.
               
            
                  6.2.
               
               
                  Az ugyanazon sorozatba tartozó többi szélvédőt csak a 3. melléklet 9. szakasza szerinti optikai tulajdonságok ellenőrzése céljából kell megvizsgálni.
               
            7.   Néhány olyan szélvédőn is elvégezhetők a vizsgálatok, amelyek alak és/vagy görbületi sugár tekintetében jelentősen különböznek a kiválasztott csoport szélső elemeitől, amennyiben a vizsgálatokat végző műszaki szolgálat véleménye szerint valószínű, hogy a kérdéses paraméterek jelentős mértékben kedvezőtlen hatásúak.
      8.   A csoport határértékeit a szélvédő kiterített területének nagysága határozza meg. Ha valamely jóváhagyásra benyújtott szélvédőnek ezen jóváhagyott határokon kívül eső nagyságú kiterített területe van és/vagy jelentősen nagyobb a szegmensmagassága és/vagy jelentősen kisebb a görbületi sugara, úgy e szélvédőt új típusúnak kell tekinteni, és további vizsgálatoknak kell alávetni, amennyiben a műszaki szolgálat a már birtokában lévő, a termékkel és a felhasznált anyagokkal kapcsolatos információk figyelembevételével úgy ítéli meg, hogy az ilyen vizsgálatok műszakilag szükségesek.
      9.   Ha a későbbiekben a jóváhagyás birtokosa egy, már jóváhagyott vastagsági kategóriában bármilyen más típusú szélvédőt szándékozik gyártani:
      
                  9.1.
               
               
                  meg kell győződnie arról, hogy az új modell besorolható-e a kérdéses csoportból a jóváhagyás céljára kiválasztott öt legnagyobb vagy öt legkisebb üvegtábla közé:
               
            
                  9.2.
               
               
                  a számozást a fenti 3., 4., és 5. szakaszban meghatározott eljárással újra el kell végezni,
               
            
                  9.3.
               
               
                  ha az öt legnagyobb vagy öt legkisebb szélvédő közé besorolt új szélvédőnek adott számok összege:
                  
                              9.3.1.
                           
                           
                              bizonyul a legkisebbnek, úgy a következő vizsgálatokat kell elvégezni:
                              
                                          9.3.1.1.
                                       
                                       
                                          edzett üvegből készült szélvédők:
                                          
                                                      9.3.1.1.1.
                                                   
                                                   
                                                      szilánkos törés;
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.2.
                                                   
                                                   
                                                      fejformás ütésvizsgálat;
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.3.
                                                   
                                                   
                                                      optikai torzítás;
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.4.
                                                   
                                                   
                                                      másodlagos kép különválása;
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.5.
                                                   
                                                   
                                                      fényátbocsátás.
                                                   
                                                
                                    
                                          9.3.1.2.
                                       
                                       
                                          Közönséges rétegelt üvegezésű szélvédő és üveg–műanyag szélvédőüveg esetében:
                                          
                                                      9.3.1.2.1.
                                                   
                                                   
                                                      fejformás ütésvizsgálat;
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.2.
                                                   
                                                   
                                                      optikai torzítás;
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.3.
                                                   
                                                   
                                                      másodlagos kép különválása;
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.4.
                                                   
                                                   
                                                      fényátbocsátás.
                                                   
                                                
                                    
                                          9.3.1.3.
                                       
                                       
                                          A kezelt rétegelt szélvédőüvegek esetében a 9.3.1.1.1., 9.3.1.1.2. és 9.3.1.2. szakaszban előírt vizsgálatok.
                                       
                                    
                                          9.3.1.4.
                                       
                                       
                                          Műanyag bevonatú szélvédők esetében esettől függően a 9.3.1.1. vagy 9.3.1.2. szakaszban előírt vizsgálatok.
                                       
                                    
                        
                              9.3.2.
                           
                           
                              Ha ilyen bevonat nincs, csak a 3. melléklet 9. szakaszában az optikai tulajdonságok ellenőrzésére előírt vizsgálatokat kell elvégezni.
                           
                        
            
   
      14. MELLÉKLET
      
         NEM SZÉLVÉDŐ CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ MEREV ÜVEGMŰANYAG ÜVEGEZÉS
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A merev üvegműanyag szélvédőüvegeket különböző típusúnak kell tekinteni, ha az alábbi fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább egyben különböznek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Kereskedelmi név vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Az anyag kémiai megnevezése:
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Az anyag gyártó általi besorolása:
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              A gyártás folyamata.
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Alak és méretek.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              Névleges vastagság Sajtolt műanyag termékek esetében a vastagság tűréshatára a névleges vastagság ± 10 %-a. Más technikával előállított műanyagtermékek (pl. öntött akril lapok) esetében az elfogadható mérettűrést a következő egyenlet adja meg: (vastagsági mérettűrés (mm) = ± (0,4 + 0,1 e), ahol e a lap vastagsága mm-ben. A referenciaszabvány az ISO 7823/1.
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              A műanyagtermék színezése.
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              A felületi bevonat jellege.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Vezeték vagy fűtőelemek jelenléte vagy hiánya.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  Merev műanyag üvegezés esetében a vizsgálatokat a végtermékkel minden tekintetben szigorúan megegyező sík táblákon vagy a végterméken kell végezni. Valamennyi optikai mérést valós alkatrészeken kell elvégezni.
               
            
                  2.2.
               
               
                  A próbadarabokról a vizsgálat előtt el kell távolítani a védőburkolatot és azokat alaposan meg kell tisztítani.
               
            
                  2.2.1.
               
               
                  A próbadarabokat legalább 48 órán keresztül 23 °C ±2 °C hőmérsékleten 50 % ±50 % relatív páratartalmú környezetben kell tárolni.
               
            
                  2.3.
               
               
                  A dinamikus feszültség alatti törési viselkedés leírására a műanyag alkalmazásától függően osztályokat kell képezni. Ezek az osztályok az emberi fej műanyag üvegezéssel való érintkezésének kimeneteli lehetőségeihez kötődnek, és a fejformás ütésvizsgálathoz különféle követelményeket tartalmaznak.
               
            3.   HAJLÉKONYSÁGI VIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   A próbadarabok száma
      A vizsgálatot egy darab sík, 300 mm x 25 mm méretű próbadarabon kell elvégezni.
      3.3.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 12. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            3.4.   Az eredmények értelmezése
      Ahhoz, hogy a próbadarab merevnek minősüljön, a próbadarab függőleges elhajlása 60 másodperc után legfeljebb 50 mm lehet.
      4.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      4.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      4.2.   A próbadarabok száma
      Hat sík, (1 170 × 570 +0/-2 mm) méretű próbadarabot vagy hat teljes alkatrészt kell vizsgálni.
      4.3.   Vizsgálati módszer
      
                  4.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.2. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Az ütközési lehetőséget hordozó válaszfalak és elválasztó ablakok esetében (VIII/A. besorolás) az ejtési magasság 3 m. A HIC értéket ugyancsak meg kell mérni.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  A mérsékelt ütközési lehetőséget hordozó részek, így oldalablakok, hátsó ablakok, napfénytetők esetében (VIII/B. besorolás) az ejtési magasság 1,5 m. A HIC értéket ugyancsak meg kell mérni.
               
            
                  4.3.4.
               
               
                  Az ütközési lehetőséget nem hordozó üvegek, illetve a járművek kisméretű ablakai és vontatók összes ablaka tekintetében (VIII/C. besorolás) fejformás ütésvizsgálatra nem kerül sor. Kisméretűnek az az ablak minősül, amelybe egy 150 mm átmérőjű kör nem írható be.
               
            4.4.   Az eredmények értelmezése
      E vizsgálat akkor ad kielégítő eredményt, ha a következő feltételek teljesülnek:
      
                  4.4.1.
               
               
                  A próbadarab vagy minta nem szakad át és nem törik teljesen elkülönülő nagy darabokra.
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  A HIC érték 1 000 alatti.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő feltételek közül az egyik teljesül:
                  
                              4.4.3.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              4.4.3.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            5.   MECHANIKAI SZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA 227 g-os GOLYÓVAL VÉGZETT VIZSGÁLAT
      5.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai:
      
                  1.
               
               
                  vezetékek vagy fűtőelemek nélkül
               
            
                  2.
               
               
                  vezetékek vagy fűtőelemek jelenlétében
               
            5.2.   A próbadarabok száma
      Tíz sík, 300 +10/-0 mm méretű próbadarabot vagy tíz, lényegében sík végterméket kell vizsgálatnak alávetni.
      5.3.   Vizsgálati módszer
      
                  5.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 2.1. szakaszában előírt módszert kell használni.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  Az ejtési magasság a különféle vastagsági értékekre az alábbi táblázatban megadottak szerint alakul:
                  
                              Lap vastagsága (mm)
                           
                           
                              Ejtési magasság (m)
                           
                        
                              < 3
                           
                           
                              2
                           
                        
                              4
                           
                           
                              3
                           
                        
                              5
                           
                           
                              4
                           
                        
                              > 6
                           
                           
                              5
                           
                        Köztes értékek esetében a próbadarab 3 és 6 mm közötti vastagsági intervallumában az ejtési magasságot interpolálással kapjuk meg.
               
            5.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  5.4.1.
               
               
                  A golyóval végzett vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
                  
                              —
                           
                           
                              a golyó nem hatol át a próbadarabon,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              a próbadarab nem törik szét külön darabokra,
                           
                        Az ütés behatására azonban megengedhetőek a lapon repedések és szakadások.
               
            
                  5.4.2.
               
               
                  A 227 g-os golyóval végzett vizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő feltételek közül az egyik teljesül:
                  
                              5.4.2.1.
                           
                           
                              Az ejtési magasságról végzett legalább nyolc külön vizsgálat kielégítő eredményt ad.
                           
                        
                              5.4.2.2.
                           
                           
                              Legalább három vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab-sorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            5.5.   227 g-os golyóval végzett vizsgálat 18 °C ± 2 °C hőmérsékleten
      
                  5.5.1.
               
               
                  A próbadarab hőmérsékletváltozásának minimalizálására a vizsgálatot a próbadarab kondicionáló berendezésből való kivételét követő 30 másodpercen belül végre kell hajtani.
               
            
                  5.5.2.
               
               
                  A vizsgálati módszer az e melléklet 5.3. pontjában leírt módszer, azzal, hogy a vizsgálati hőmérséklet –18 °C ± 2 °C.
               
            
                  5.5.3.
               
               
                  Az eredmények értelmezése e melléklet 5.4. szakasza szerint történik.
               
            6.   KÖRNYEZETI HATÁSOKNAK VALÓ ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      6.1.   Kopásállósági vizsgálat
      6.1.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 4. szakaszának követelményei alkalmazandók, a vizsgálatot 1 000, 500 vagy 100 forgási cikluson át kell végezni a termék felületi kopásának megmérésére.
      6.1.2.   Három négyzet alakú, 100 mm oldalhosszúságú próbadarabot kell a vizsgálatnak alávetni.
      6.1.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.1.3.1.
               
               
                  Az L besorolású üvegek esetében a kopásvizsgálat eredménye akkor megfelelő, ha a koptatás után a próbadarab külső felületén 1 000 ciklus után legfeljebb 2 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os a teljes fényszórás.
               
            
                  6.1.3.2.
               
               
                  Az M besorolású üvegek esetében a kopásvizsgálat eredménye akkor megfelelő, ha a koptatás után a próbadarab külső felületén 500 ciklus után legfeljebb 10 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os a teljes fényszórás.
               
            
                  6.1.3.3.
               
               
                  Napfénytetők esetében nem kell kopásvizsgálatot végezni.
               
            6.1.4.   A jóváhagyási mintasorozat akkor minősül megfelelőnek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
      
                  —
               
               
                  valamennyi minta megfelel a követelményeknek, vagy
               
            
                  —
               
               
                  egy minta nem megfelelése után a vizsgálat új mintasorozaton megismételve kielégítő eredményt ad.
               
            6.2.   Szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálata
      6.2.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 6.4. szakaszának előírásai alkalmazandók. A hosszú ívű xenonlámpával történő teljes ultraibolya besugárzás 500 MJ/m2. A besugárzás alatt a próbadarabokat folyamatos ciklusokban vízzel kell permetezni. Minden 120 perces ciklusban 102 percen keresztül a vizsgálati tárgyakat vízpermet nélkül kell megvilágítani, 18 percen keresztül pedig vízpermettel.
      
                  6.2.1.1.
               
               
                  Más módszer is használható, amellyel azonos eredmény érhető el.
               
            6.2.2.   A próbadarabok száma
      Három sík, 130 × 40 mm méretű, sík mintalapból kivágott próbadarabot kell vizsgálni.
      6.2.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.2.3.1.
               
               
                  A szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálatának eredménye kielégítőnek minősül, ha:
                  
                              6.2.3.1.1.
                           
                           
                              A 3. melléklet 9.1. szakaszával összhangban mért teljes fényáteresztő képesség nem csökken az időjárási vizsgálat előtti érték 95 %-a alá. Emellett a járművezető kilátását biztosító ablakok esetében az érték 70 % alá nem eshet.
                           
                        
                              6.2.3.1.2.
                           
                           
                              Az időjárási vizsgálat során nem léphet fel buborékképződés vagy más látható lebomlás, elszíneződés, homályosodás vagy repedés.
                           
                        
            6.2.4.   A jóváhagyás céljából bemutatott próbadarab- vagy mintasorozat a szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálata szempontjából akkor megfelelő, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
      
                  6.2.4.1.
               
               
                  Minden vizsgálat kielégítő eredményt ad,
               
            
                  6.2.4.2.
               
               
                  az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem volt megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
               
            6.3.   Keresztbe vágásos vizsgálat
      6.3.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 13. szakaszának előírásai csak a bevont merev termékekre alkalmazandók.
      6.3.2.   A keresztbevágásos vizsgálatot a 6.2. szakaszból egy próbadarabon kell elvégezni.
      6.3.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.3.3.1
               
               
                  A keresztbevágásos vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha:
                  
                              6.3.3.1.1.
                           
                           
                              A Gt1 keresztvágási érték teljesül.
                           
                        
            
                  6.3.3.2.
               
               
                  A próbadarabokat a jóváhagyás szempontjából megfelelőnek kell tekinteni, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
                  
                              6.3.3.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad.
                           
                        
                              6.3.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de a 6.2. szakasz szerinti vizsgálatból megmaradt további próbadarabon végzett további vizsgálat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            6.4.   Nedvességállóság vizsgálata
      6.4.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 7. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      6.4.2.   A vizsgálatot tíz darab sík, négyzet alakú 300 mm oldalhosszúságú próbadarabon kell elvégezni.
      6.4.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.4.3.1.
               
               
                  a nedvességállósági vizsgálat akkor tekinthető megfelelőnek, ha:
                  
                              6.4.3.1.1.
                           
                           
                              Egy mintán sem lép fel látható lebomlás, úgy mint buborékok vagy homályosodás,
                           
                        
                              6.4.3.1.2.
                           
                           
                              a fényákitbocsátás 3. melléklet 9.1. szakasza szerinti mérésekor az nem esik a vizsgálat előtti érték 95 %-a alá, és emellett a járművezető kilátását biztosító ablakok esetében az érték 70 %-a alá.
                           
                        
            6.4.4.   A vizsgálat után a próbadarabokat legalább 48 órán keresztül 23 °C ±2 °C hőmérsékleten 50 % ±50 % relatív páratartalmú környezetben kell tárolni, majd el kel azokon végezni az e mellélet 5. szakaszában leírt golyóejtési vizsgálatot.
      7.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A vezető kilátását biztosító termékek esetében a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményei alkalmazandók.
      7.1.   Az eredmények értelmezése
      A mintasorozat akkor minősül megfelelőnek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
      
                  7.1.1.
               
               
                  minden vizsgálat eredménye megfelelő.
               
            
                  7.1.2.
               
               
                  az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további próbadarab kielégítő eredményeket ad.
               
            8.   TŰZÁLLÓSÁG VIZSGÁLATA
      8.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 10. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      8.2.   Az eredmények értelmezése
      A tűzállósági vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha az égés terjedési sebessége 110 mm/perc alatti.
      
                  8.2.1.
               
               
                  A jóváhagyás szempontjából a mintasorozat akkor tekinthető megfelelőnek, ha a következő feltételek egyike teljesül:
                  
                              8.2.1.1.
                           
                           
                              minden minta eredménye megfelelő.
                           
                        
                              8.2.1.2.
                           
                           
                              az egyik minta eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további mintasorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            9.   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
      9.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 11. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      9.2.   Az eredmények értelmezése
      A mintasorozat akkor minősül megfelelőnek, ha az alábbi feltételek közül egy teljesül:
      
                  9.2.1.
               
               
                  minden minta eredménye megfelelő.
               
            
                  9.2.2.
               
               
                  az egyik minta eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további mintasorozat kielégítő eredményeket ad.
               
            
   
      15. MELLÉKLET
      
         NEM SZÉLVÉDŐ CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HAJLÉKONY ÜVEG–MŰANYAG ÜVEGEZÉS
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A hajlékony üveg–műanyag szélvédőüvegeket különböző típusúnak kell tekinteni, ha az alábbi fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább egyben különböznek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Kereskedelmi név vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Az anyag kémiai megnevezése:
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Az anyag gyártó általi besorolása:
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              A gyártás folyamata.
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              az „e” névleges vastagsága, gyártási tűrés megengedett: ± (0,1 mm + 0,1 e), d > 0,1 mm.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              A műanyagtermék színezése:
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              A felületi bevonat(ok) jellege.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  A hajlékony üveg–műanyag táblák esetében a vizsgálatokat sík próbadarabokon kell elvégezni, amelyeket vagy végtermékből vágnak ki vagy külön e célra készítenek. A próbadaraboknak mindkét esetben szigorúan meg kell egyezniük azon ablaküvegekkel, amelyeket sorozatban gyártanak és amelyekre a jóváhagyást kérik.
               
            
                  2.2.
               
               
                  A próbadarabokról a vizsgálat előtt el kell távolítani a védőburkolatot és azokat alaposan meg kell tisztítani.
               
            
                  2.2.1.
               
               
                  A próbadarabokat legalább 48 órán keresztül 23 °C ± 2 °C hőmérsékleten 50 % ± 50 % relatív páratartalmú környezetben kell tárolni.
               
            3.   HAJLÉKONYSÁGI ÉS HAJTOGATÁSI VIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   A próbadarabok száma
      A vizsgálatot egy darab sík, 300 mm × 25 mm méretű próbadarabon kell elvégezni.
      3.3.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 12. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            3.4.   Az eredmények értelmezése
      Ahhoz, hogy a próbadarab hajlékonynak minősüljön, a próbadarab függőleges elhajlása 60 másodperc után legalább 50 mm.
      Az anyag a 180°-os hajtogatás után 10 másodperccel a hajlítási ponton nem mutathat semmiféle törés jellegű károsodást.
      4.   MECHANIKAI SZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA
      4.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      4.2.   227 g-os golyóval végzett vizsgálat 20 °C ± 5 °C hőmérsékleten
      4.2.1.   A próbadarabok száma
      A vizsgálatot tíz darab sík, 300 + 10/– 0 mm méretű próbadarabon kell elvégezni.
      4.2.2.   Vizsgálati módszer
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  A 3. melléklet 2.1. szakaszában előírt módszert kell használni.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               
                  Az ejtési magasság minden vastagságra 2 m.
               
            4.2.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  A golyóval végzett vizsgálat eredményét akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a golyó nem hatol át próbadarabon.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  A 227 g-os golyóval végzett vizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő feltételek közül az egyik teljesül:
                  
                              4.2.3.2.1.
                           
                           
                              Az ejtési magasságról végzett legalább nyolc külön vizsgálat kielégítő eredményt ad.
                           
                        
                              4.2.3.2.2.
                           
                           
                              Legfeljebb két vizsgálat nem kielégítő eredményű a minimális ejtési magasságon, azonban egy új mintasorozaton elvégzett ismételt vizsgálat kielégítő eredményt ad.
                           
                        
            4.3.   227 g-os golyóval végzett vizsgálat – 18 °C ± 2 °C hőmérsékleten
      
                  4.3.1.
               
               
                  A próbadarab hőmérsékletváltozásának minimalizálására a vizsgálatot a próbadarab kondicionáló berendezésből való kivételét követő 30 másodpercen belül végre kell hajtani.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  A vizsgálati módszer az e melléklet 5.3. pontjában leírt módszer, azzal, hogy a próbadarab hőmérséklete – 18 °C ± 2 °C.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  Az eredmények értelmezése e melléklet 4.2.3. szakasza szerint történik.
               
            5.   KÖRNYEZETI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      5.1.   Szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálata
      5.1.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 6,4. szakaszának előírásai alkalmazandók. A hosszú ívű xenonlámpával történő teljes ultraibolya besugárzás 500 MJ/m2. A besugárzás alatt a próbadarabokat folyamatos ciklusokban vízzel kell permetezni. Minden 120 perces ciklusban 102 percen keresztül a vizsgálati tárgyakat vízpermet nélkül kell megvilágítani, 18 percen keresztül pedig vízpermettel.
      
                  5.1.1.1.
               
               
                  Más módszer is használható, amellyel azonos eredmény érhető el.
               
            5.1.2.   A próbadarabok száma
      Három sík, 130 × 40 mm méretű, sík mintalapból kivágott próbadarabot kell vizsgálni.
      5.1.3.   Az eredmények értelmezése
      A szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálatának eredménye kielégítőnek minősül, ha:
      
                  5.1.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 9.1. szakaszával összhangban mért teljes fényáteresztő képesség nem csökken az időjárási vizsgálat előtti érték 95 %-a alá. Emellett a járművezető kilátását biztosító ablakok esetében az érték 70 % alá nem eshet.
               
            
                  5.1.3.2.
               
               
                  Az időjárási vizsgálat során nem léphet fel buborékképződés vagy más látható lebomlás, elszíneződés, homályosodás vagy repedés.
               
            5.1.4.   A jóváhagyás céljából bemutatott próbadarab- vagy mintasorozat a szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálata szempontjából akkor megfelelő, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
      
                  5.1.4.1.
               
               
                  Minden vizsgálat kielégítő eredményt ad,
               
            
                  5.1.4.2.
               
               
                  az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem volt megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
               
            6.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A vezető kilátását biztosító termékek esetében a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményei alkalmazandók.
      6.1.   Az eredmények értelmezése
      A mintasorozat akkor minősül megfelelőnek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
      
                  6.1.1.
               
               
                  minden minta kielégítő eredményt ad,
               
            
                  6.1.2.
               
               
                  az egyik minta eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további próbadarab-sorozat kielégítő eredményeket ad..
               
            7.   TŰZÁLLÓSÁG VIZSGÁLATA
      7.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 10. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      7.2.   Az eredmények értelmezése
      A tűzállósági vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha az égés terjedési sebessége 110 mm/perc alatti.
      
                  7.2.1.
               
               
                  A jóváhagyás szempontjából a mintasorozat akkor tekinthető megfelelőnek, ha a következő feltételek egyike teljesül:
                  
                              7.2.1.1.
                           
                           
                              minden minta eredménye megfelelő.
                           
                        
                              7.2.1.2.
                           
                           
                              az egyik minta eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további mintasorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            8.   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
      8.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 11.2.1. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      8.2.   Az eredmények értelmezése
      A mintasorozat akkor minősül megfelelőnek, ha az alábbi feltételek közül egy teljesül:
      
                  8.2.1.
               
               
                  minden minta eredménye megfelelő.
               
            
                  8.2.2.
               
               
                  az egyik minta eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további mintasorozat kielégítő eredményeket ad.
               
            
   
      16. MELLÉKLET
      
         MEREV MŰANYAG KETTŐS ÜVEGEZÉSŰ EGYSÉGEK
      
      1.   TÍPUSMEGHATÁROZÁS
      A kettős üvegezésű egységeket különböző típusúnak kell tekinteni, ha az alábbi fő vagy másodlagos jellemzők közül legalább az egyikben különböznek.
      
                  1.1.
               
               
                  A fő jellemzők a következők:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              márkanév vagy védjegy,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Az alkotó lapok anyag kémiai megnevezése.
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              A lapok gyártó általi besorolása:
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              Az alkotó lapok vastagsága.
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Az ablakgyártás folyamata.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              A két alkotó műanyagtábla közötti légrés névleges szélessége.
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              A műanyaglapok színezése.
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              A bevonat jellege és típusa.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  A másodlagos jellemzők a következők:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
                           
                        
            2.   ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
      
                  2.1.
               
               
                  Merev műanyag kettős üvegezésű egységek esetében a vizsgálatokat sík próbadarabokon vagy a végterméken kell végezni, a vizsgálati követelményektől függően.
               
            
                  2.2.
               
               
                  A próbadarabokról a vizsgálat előtt el kell távolítani a védőburkolatot és azokat meg kell tisztítani. A próbadarabokat a vizsgálat előtt legalább 24 órán keresztül 23 °C ± 2 °C hőmérsékleten 50 % ±50 % relatív páratartalmú környezetben kell tárolni.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Sajtolt műanyag termékek esetében a névleges vastagsági tűrés a névleges vastagság ± l0 %-a. Más technikával előállított műanyagtermékek (pl. öntött akril lapok) esetében az elfogadható mérettűrést a következő egyenlet adja meg:
                  
                               
                           
                           
                              (vastagsági mérettűrés (mm) = ± (0,4 + 0,1 e)
                           
                        
                               
                           
                           
                              ahol e a lap vastagsága mm-ben.
                           
                        A referenciaszabvány az ISO 7823/1
                  Megjegyzés: Amennyiben a vastagság nem állandó a kialakítási technika miatt, a vastagság mérését az egység mértani középpontjában kell végezni
               
            
                  2.4.
               
               
                  Az „e” névleges hézagszélességű, kettős műanyag üvegezésű egységeken elvégzett vizsgálatokat minden olyan merev műanyag kettős üvegezésű egységre érvényesnek kell tekinteni, amelynek jellemzői az előbbiekkel megegyeznek, és amelynek névleges hézagszélessége „e” ±5 mm.
                  A jóváhagyás kérelmezője ehelyett a legnagyobb és a legkisebb résszélességű mintát is benyújthatja vizsgálatra.
               
            3.   HAJLÉKONYSÁGI VIZSGÁLAT
      3.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      3.2.   A próbadarabok száma
      Az ablakot alkotó minden lapból egy 300 mm × 25 mm méretű próbadarabot kell vizsgálni.
      3.3.   Vizsgálati módszer
      
                  3.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 12. szakaszában leírt módszert kell használni.
               
            3.4.   Az eredmények értelmezése
      A függőleges elhajlás 60 másodperc után mindkét alkotó lapra 50 mm alatti.
      4.   FEJFORMÁS ÜTÉSVIZSGÁLAT
      4.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      4.2.   A próbadarabok száma
      Hat 1 170 × 570 mm (+0/-2 mm mindkét irányban) méretű, reprezentatív ablakon kell a vizsgálatot elvégezni. A mintákon helyet kell hagyni a kerület menti leszorításhoz.
      4.3.   Vizsgálati módszer
      
                  4.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 3.2. szakaszában leírt módszert kell használni. Az ütés az ablak belső oldalán történik.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  A magas ütközési valószínűségű válaszfalak és elválasztó ablakok esetében az ejtési magasság 3 m. .
                  A HIC értéket is meg kell mérni.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  A mérsékelt ütközési lehetőséget hordozó részek, így oldalablakok, hátsó ablakok, napfénytetők esetében az ejtési magasság 1,5 m.
                  A HIC értéket is meg kell mérni.
               
            
                  4.3.4.
               
               
                  Az ütközési lehetőséget nem hordozó üvegek, illetve a járművek kisméretű ablakai és vontatók összes ablaka tekintetében fejformás ütésvizsgálatra nem kerül sor. Kisméretűnek az az ablak minősül, amelybe egy 150 mm átmérőjű kör nem írható be.
               
            4.4.   Az eredmények értelmezése
      E vizsgálat akkor ad kielégítő eredményt, ha a következő feltételek teljesülnek:
      
                  4.4.1.
               
               
                  A próbadarab vagy minta nem szakad át és nem törik teljesen elkülönülő nagy darabokra.
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  A HIC érték 1 000 alatti.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  A fejformás ütésvizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő feltételek közül az egyik teljesül:
                  
                              4.4.3.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad, vagy
                           
                        
                              4.4.3.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            5.   MECHANIKAI SZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA – 227 g-os GOLYÓ VIZSGÁLAT
      5.1.   A másodlagos jellemzők minőségi jelzőszámai:
      A másodlagos jellemzők figyelmen kívül maradnak.
      5.2.   A próbadarabok száma
      A külső alkotólapból vagy a végtermékből tíz sík 300 × 300 mm +10/-0 mm méretű próbadarabot kell vizsgálni.
      5.3.   Vizsgálati módszer
      
                  5.3.1.
               
               
                  A 3. melléklet 2.1. szakaszában leírt módszert kell használni.
                  Az ütés a próbaablak külső oldalán történik.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  A külső alkotóelem különböző vastagsági kategóriáira vonatkozó ejtési magasságot az alábbi táblázat adja meg:
                  
                              Külső lap vastagsága (mm)
                           
                           
                              Ejtési magasság (m)
                           
                        
                              < 3
                           
                           
                              2
                           
                        
                              4
                           
                           
                              3
                           
                        
                              5
                           
                           
                              4
                           
                        
                              > 6
                           
                           
                              5
                           
                        Köztes vastagsági értékek esetében a 3 és 6 mm közötti vastagsági intervallumban az ejtési magasságot interpolálással kapjuk meg.
               
            5.4.   Az eredmények értelmezése
      
                  5.4.1.
               
               
                  A golyóval végzett vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
                  
                              —
                           
                           
                              a golyó nem hatol át a próbadarabon,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              a próbadarab nem törik szét külön darabokra.
                           
                        
            
                  5.4.2.
               
               
                  A 227 g-os golyóval végzett vizsgálat szempontjából a jóváhagyásra benyújtott próbadarabokat akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a következő feltételek közül az egyik teljesül:
                  
                              5.4.2.1.
                           
                           
                              Az ejtési magasságról végzett legalább nyolc külön vizsgálat kielégítő eredményt ad.
                           
                        
                              5.4.2.2.
                           
                           
                              Legalább három vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de az új próbadarab-sorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            5.5.   227 g-os golyóval végzett vizsgálat –18 °C ± 2 °C hőmérsékleten
      
                  5.5.1.
               
               
                  A próbadarab hőmérsékletváltozásának minimalizálására a vizsgálatot a próbadarab kondicionáló berendezésből való kivételét követő 30 másodpercen belül végre kell hajtani.
               
            
                  5.5.2.
               
               
                  A vizsgálati módszer az e melléklet 5.3. pontjában leírt módszer, azzal, hogy a vizsgálati hőmérséklet –18 °C ± 2 °C.
               
            
                  5.5.3.
               
               
                  Az eredmények értelmezése e melléklet 5.4. szakasza szerint történik.
               
            6.   KÖRNYEZETI HATÁSOKNAK VALÓ ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA
      6.1.   Kopásállósági vizsgálat
      6.1.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 4. szakaszának követelményei alkalmazandók, a vizsgálatot 1 000, 500 vagy 100 forgási cikluson át kell végezni a termék felületi kopásának megmérésére.
      6.1.2.   Húsz négyzet alakú, 100 mm oldalhosszúságú négyzet alakú próbadarabot kell a vizsgálatnak alávetni.
      6.1.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.1.3.1.
               
               
                  Az L besorolású üvegek esetében a kopásvizsgálat eredménye akkor megfelelő, ha a próbadarab külső felületén 1 000 ciklus után legfeljebb 2 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os a teljes fényszórás.
               
            
                  6.1.3.2.
               
               
                  Az M besorolású üvegek esetében a kopásvizsgálat eredménye akkor megfelelő, ha a koptatás után a próbadarab külső felületén 500 ciklus után legfeljebb 10 %-os, a belső felületen 100 ciklus után legfeljebb 4 %-os a teljes fényszórás.
               
            
                  6.1.3.3.
               
               
                  Napfénytetők esetében nem kell kopásvizsgálatot végezni.
               
            6.1.4.   A jóváhagyási mintasorozat akkor minősül megfelelőnek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
      
                  —
               
               
                  valamennyi minta megfelel a követelményeknek, vagy
               
            
                  —
               
               
                  egy minta nem megfelelése után a vizsgálat új mintasorozaton megismételve kielégítő eredményt ad.
               
            6.2.   Szimulált időjárási hatásoknak való ellenállás vizsgálata
      6.2.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 6.4. szakaszának előírásai alkalmazandók. A hosszú ívű xenonlámpával történő teljes ultraibolya besugárzás 500 MJ/m2. A besugárzás alatt a próbadarabokat folyamatos ciklusokban vízzel kell permetezni. Minden 120 perces ciklusban 102 percen keresztül a vizsgálati tárgyakat vízpermet nélkül kell megvilágítani, 18 percen keresztül pedig vízpermettel.
      
                  6.2.1.1.
               
               
                  Más módszer is használható, amellyel azonos eredmény érhető el.
               
            6.2.2.   A próbadarabok száma
      Három sík, 130 × 40 mm méretű, az ablak külső lapjából kivágott próbadarabot kell vizsgálni.
      6.2.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.2.3.1.
               
               
                  A szimulált időjárási vizsgálatnak való ellenállás eredménye kielégítőnek minősül, ha:
                  
                              6.2.3.1.1.
                           
                           
                              A 3. melléklet 9.1. szakaszával összhangban mért teljes fényáteresztő képesség nem csökken az időjárási vizsgálat előtti érték 95 %-a alá. Emellett a járművezető kilátását biztosító ablakok esetében az érték 70 % alá nem eshet.
                           
                        
                              6.2.3.1.2.
                           
                           
                              Az időjárási vizsgálat során nem léphet fel buborékképződés vagy más látható lebomlás, elszíneződés, homályosodás vagy repedés.
                           
                        
            6.2.4.   A jóváhagyás céljából bemutatott próbadarab- vagy mintasorozat a szimulált időjárási vizsgálatnak való ellenállás szempontjából akkor megfelelő, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
      
                  6.2.4.1.
               
               
                  Minden vizsgálat kielégítő eredményt ad,
               
            
                  6.2.4.2.
               
               
                  az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem volt megfelelő, de az új próbadarab- vagy mintasorozaton végzett további vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket ad.
               
            6.3.   Keresztbe vágásos vizsgálat
      6.3.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 13. szakaszának előírásai csak a bevont termékekre alkalmazandók.
      6.3.2.   A keresztbevágásos vizsgálatot a 6.2. szakaszból egy próbadarabon kell elvégezni.
      6.3.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.3.3.1.
               
               
                  A keresztbevágásos vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha:
                  A Gt1 keresztvágási érték teljesül.
               
            
                  6.3.3.2.
               
               
                  A próbadarabokat a jóváhagyás szempontjából megfelelőnek kell tekinteni, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
                  
                              6.3.3.2.1.
                           
                           
                              valamennyi vizsgálat kielégítő eredményt ad.
                           
                        
                              6.3.3.2.2.
                           
                           
                              az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem megfelelő, de a 6,2. szakasz szerinti vizsgálatból megmaradt további próbadarabon végzett további vizsgálat kielégítő eredményeket ad
                           
                        
            6.4.   Nedvességállóság vizsgálata
      6.4.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 7. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      6.4.2.   Tíz sík 300 × 300 mm méretű próbadarabot kell vizsgálni.
      6.4.3.   Az eredmények értelmezése
      
                  6.4.3.1.
               
               
                  A vizsgálat akkor tekinthető megfelelőnek, ha mindkét összetevő eltörik.
                  
                              6.4.3.1.1.
                           
                           
                              Egy mintán sem lép fel látható lebomlás, úgy mint buborékok vagy homályosodás,
                           
                        
                              6.4.3.1.2.
                           
                           
                              A fényátbocsátás 3. melléklet 9.1. szakasza szerinti mérésekor az nem esik a vizsgálat előtti érték 95 %-a alá, és emellett a járművezető kilátását biztosító ablakok esetében az érték 70 %-a alá.
                           
                        
            6.4.4.   A vizsgálat után a próbadarabokat legalább 48 órán keresztül 23 °C ±2 °C hőmérsékleten 50 % ±50 % relatív páratartalmú környezetben kell tárolni, majd el kel azokon végezni az e melléklet 5. szakaszában leírt golyóejtési vizsgálatot.
      7.   OPTIKAI TULAJDONSÁGOK
      A vezető kilátását biztosító termékek esetében a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményei alkalmazandók.
      7.1   Az eredmények értelmezése
      A mintasorozat akkor minősül megfelelőnek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
      
                  7.1.1.
               
               
                  minden minta eredménye megfelelő.
               
            
                  7.1.2.
               
               
                  az egyik vizsgálat eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további próbadarab kielégítő eredményeket ad..
               
            8.   TŰZÁLLÓSÁG VIZSGÁLATA
      8.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 10. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      8.2.   Az eredmények értelmezése
      A vizsgálatot a kettős üvegezésű egység mindkét felületén külön kell elvégezni.
      A tűzállósági vizsgálat eredménye kielégítőnek minősül, ha az égés terjedési sebessége 110 mm/perc alatti.
      
                  8.2.1.
               
               
                  A jóváhagyás szempontjából a mintasorozat akkor tekinthető megfelelőnek, ha a következő feltételek egyike teljesül:
                  
                              8.2.1.1.
                           
                           
                              minden minta eredménye megfelelő.
                           
                        
                              8.2.1.2.
                           
                           
                              az egyik minta eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további mintasorozat kielégítő eredményeket ad.
                           
                        
            9.   VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
      9.1.   Minőségi jelzőszám és vizsgálati módszer
      A 3. melléklet 11. szakaszának előírásai alkalmazandók.
      A vizsgálatot csak a kettős üvegezésű egység külső felületére reprezentatív egységeken kell elvégezni.
      9.2.   Az eredmények értelmezése
      A mintasorozat akkor minősül megfelelőnek, ha az alábbi feltételek közül egy teljesül:
      
                  9.2.1.
               
               
                  minden minta eredménye megfelelő.
               
            
                  9.2.2.
               
               
                  az egyik minta eredménye ugyan nem volt megfelelő, de egy további mintasorozat kielégítő eredményeket ad.
               
            
   
      17. MELLÉKLET
      
         A szegmensmagasság mérése és az ütési pontok helyzete
      
      
         1.   ábra
      
      
         A h’ szegmensmagasság meghatározása
      
      
         
      Egyszeri görbületű biztonsági üvegezés esetén a szegmensmagasság egyenlő: h1 maximum.
      Kettős görbületű biztonsági üvegezés esetén a szegmensmagasság egyenlő: h1 maximum + h2 maximum.
      
         2.   ábra
      
      
         Előírt ütési pontok szélvédő esetében
      
      
         
      
         3a., 3b. és 3c.   ábra
      
      
         Előírt ütési pontok egyenletesen edzett ablaküvegek esetében
      
      
         3a.   ábra
      
      
         Sik üvegtábla
      
      
         
      
         3b.   ábra
      
      
         Sík üvegtábla
      
      
         
      
         3c.   ábra
      
      
         Hajlított üvegtábla
      
      
         
      A 3a., 3b. és 3c. ábrán feltüntetett „2” pontok példák az 5. melléklet 2.5. szakaszában előírt „2” pont helyére.
   
   
      18. MELLÉKLET
      
         Eljárások az m1 kategóriájú járművek szélvédői v pontokhoz viszonyított vizsgálati területeinek a meghatározására
      
      1.   A „V” PONTOK HELYE
      1.1.   A V pontok R ponthoz (lásd az előírás 19. mellékletét) viszonyított helyzetét az 1. és 2. táblázta adja meg a háromdimenziós koordinátarendszerben X, Y és Z koordinátákkal.
      1.2.   Az 1. táblázat adja meg az üléstámla 25°-os tervezési szögére vonatkozó alapkoordinátákat. A koordináták pozitív irányát e melléklet 3. ábrája mutatja.
      
         1. táblázat
      
      
                  V pont
               
               
                  a
               
               
                  b
               
               
                  c (d)
               
            
                  V1
                  
               
               
                  68 mm
               
               
                  –5 mm
               
               
                  665 mm
               
            
                  V2
                  
               
               
                  68 mm
               
               
                  –5 mm
               
               
                  589 mm
               
            1.3.   A nem 25°-os üléstámla tervezési szögekre vonatkozó korrekciók
      
                  1.3.1.
               
               
                  A 2. táblázat adja meg azokat a további korrekciókat, melyeket minden V pont X és Z koordinátáján végre kell hajtani, ha az üléstámla dőlésszöge nem 25°. A koordináták pozitív irányát e melléklet 3. ábrája mutatja.
                  
                     2. táblázat
                  
                  
                              Üléstámla dőlésszöge
                              (fokban)
                           
                           
                              Vízszintes koordináták
                              X
                           
                           
                              Függőleges koordináták
                              Z
                           
                        
                              5
                           
                           
                              – 186 mm
                           
                           
                              28 mm
                           
                        
                              6
                           
                           
                              – 176 mm
                           
                           
                              27 mm
                           
                        
                              7
                           
                           
                              – 167 mm
                           
                           
                              27 mm
                           
                        
                              8
                           
                           
                              – 157 mm
                           
                           
                              26 mm
                           
                        
                              9
                           
                           
                              – 147 mm
                           
                           
                              26 mm
                           
                        
                              10
                           
                           
                              – 137 mm
                           
                           
                              25 mm
                           
                        
                              11
                           
                           
                              – 128 mm
                           
                           
                              24 mm
                           
                        
                              12
                           
                           
                              – 118 mm
                           
                           
                              23 mm
                           
                        
                              13
                           
                           
                              – 109 mm
                           
                           
                              22 mm
                           
                        
                              14
                           
                           
                              –99 mm
                           
                           
                              21 mm
                           
                        
                              15
                           
                           
                              –90 mm
                           
                           
                              20 mm
                           
                        
                              16
                           
                           
                              –81 mm
                           
                           
                              18 mm
                           
                        
                              17
                           
                           
                              –71 mm
                           
                           
                              17 mm
                           
                        
                              18
                           
                           
                              –62 mm
                           
                           
                              15 mm
                           
                        
                              19
                           
                           
                              –53 mm
                           
                           
                              13 mm
                           
                        
                              20
                           
                           
                              –44 mm
                           
                           
                              11 mm
                           
                        
                              21
                           
                           
                              –35 mm
                           
                           
                              9 mm
                           
                        
                              22
                           
                           
                              –26 mm
                           
                           
                              7 mm
                           
                        
                              23
                           
                           
                              –17 mm
                           
                           
                              5 mm
                           
                        
                              24
                           
                           
                              –9 mm
                           
                           
                              2 mm
                           
                        
                              25
                           
                           
                              0 mm
                           
                           
                              0 mm
                           
                        
                              26
                           
                           
                              9 mm
                           
                           
                              –3 mm
                           
                        
                              27
                           
                           
                              17 mm
                           
                           
                              –5 mm
                           
                        
                              28
                           
                           
                              26 mm
                           
                           
                              –8 mm
                           
                        
                              29
                           
                           
                              34 mm
                           
                           
                              –11 mm
                           
                        
                              30
                           
                           
                              43 mm
                           
                           
                              –14 mm
                           
                        
                              31
                           
                           
                              51 mm
                           
                           
                              –17 mm
                           
                        
                              32
                           
                           
                              59 mm
                           
                           
                              –21 mm
                           
                        
                              33
                           
                           
                              67 mm
                           
                           
                              –24 mm
                           
                        
                              34
                           
                           
                              76 mm
                           
                           
                              –28 mm
                           
                        
                              35
                           
                           
                              84 mm
                           
                           
                              –31 mm
                           
                        
                              36
                           
                           
                              92 mm
                           
                           
                              –35 mm
                           
                        
                              37
                           
                           
                              100 mm
                           
                           
                              –39 mm
                           
                        
                              38
                           
                           
                              107 mm
                           
                           
                              –43 mm
                           
                        
                              39
                           
                           
                              115 mm
                           
                           
                              –47 mm
                           
                        
                              40
                           
                           
                              123 mm
                           
                           
                              –52 mm
                           
                        
            2.   A VIZSGÁLATI TERÜLET
      
                  2.1.
               
               
                  A V pontból két vizsgálati területet kell meghatározni.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Az „A vizsgálati terület” a szélvédő külső felülete, melyet a következő négy sík keresztmetszet határol (lásd az 1. ábrát):
                  
                              a)
                           
                           
                              az X tengelyből felfelé 3°-on induló, V1-en áthaladó és az Y tengellyel párhuzamos (1. sík);
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              az X tengelyből lefelé 1°-on induló, V2-n áthaladó és az Y tengellyel párhuzamos (2. sík);
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              a V1 és V2 ponton áthaladó függőleges sík mely az X tengelytől balra 13°-ban tér el, balkormányos jármű esetében, illetve az X tengelytől jobbra, jobbkormányos jármű esetében (3. sík);
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              a V1 és V2 ponton áthaladó függőleges sík mely az X tengelytől jobbra 20°-ban tér el, balkormányos jármű esetében, illetve az X tengelytől balra jobbkormányos jármű esetében (4. sík).
                           
                        
            
                  2.3.
               
               
                  A „B vizsgálati terület” a szélvédő külső felülete, melyet a következő négy sík keresztmetszet határol:
                  
                              a)
                           
                           
                              az X tengelyből felfelé 7°-on induló, V1-en áthaladó és az Y tengellyel párhuzamos (5. sík).
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              az X tengelyből lefelé 5°-on induló, V2-n áthaladó és az Y tengellyel párhuzamos (6. sík).
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              a V1 és V2 ponton áthaladó függőleges sík mely az X tengelytől balra 17°-ban tér el, balkormányos jármű esetében, illetve az X tengelytől jobbra, jobbkormányos jármű esetében (7. sík).
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              A jármű hosszirányú középsíkjához viszonyítva a 7. síkra szimmetrikus sík (8. sík).
                           
                        
            
                  2.4.
               
               
                  A „csökkentett B vizsgálati terület” a B vizsgálati terület az alábbi területek kizárásával (1) (lásd a 2. és 3. ábrát).
                  
                              2.4.1.
                           
                           
                              A 2.2. szakaszban meghatározott, a 3. melléklet 9.2.2.1. pontja szerint kiterjesztett A vizsgálati terület,
                           
                        
                              2.4.2.
                           
                           
                              A járműgyártó mérlegelése szerint a következő két szakasz egyikét lehet alkalmazni:
                              
                                          2.4.2.1.
                                       
                                       
                                          A lefelé az 1. sík, oldalirányban pedig a 4. sík, illetve a jármű hosszanti középsíkjára ezzel szimmetrikus sík (4' sík) által határolt homályosító sötétítés ,
                                       
                                    
                                          2.4.2.2.
                                       
                                       
                                          Az 1. sík által lefelé határolt homályosító sötétítés, feltéve hogy olyan területen található, mely a jármű hosszanti középsíkjától 300 mm-re van mindkét oldalon, és feltéve hogy a homályosító sötétítés az 5. sík nyomvonala alatt van egy olyan területen, melyet oldalirányban egy 150 mm-es szegmens (2) határain átmenő síkok nyomvonala határol, mely párhuzamos a 4., illetve 4' sík nyomvonalával.
                                       
                                    
                        
                              2.4.3.
                           
                           
                              a szélvédő külső felületének é az alábbiaknak a keresztmetszete által határolt homályosító sötétítés:
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          az X tengelyből lefelé 4°-on induló, V2-n áthaladó és az Y tengellyel párhuzamos sík (9. sík);
                                       
                                    
                                          b)
                                       
                                       
                                          a 6. sík;
                                       
                                    
                                          c)
                                       
                                       
                                          a 7. és a 8. sík vagy a szélvédő külső felületének pereme, ha a 6. és a 7. sík (a 6. és a 8. sík) keresztmetszete nem metszi a szélvédő külső felületét.
                                       
                                    
                        
                              2.4.4.
                           
                           
                              a szélvédő külső felületének keresztmetszete által határolt homályosító sötétítés:
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          a V1-en áthaladó vízszintes sík (10. sík);
                                       
                                    
                                          b)
                                       
                                       
                                          a 3. sík (3);
                                       
                                    
                                          c)
                                       
                                       
                                          a 7. (4) és a 8. sík vagy a szélvédő külső felületének pereme, ha a 6. és a 7. sík (a 6. és a 8. sík) keresztmetszete nem metszi a szélvédő külső felületét;
                                       
                                    
                                          d)
                                       
                                       
                                          a 9. sík.
                                       
                                    
                        
                              2.4.5.
                           
                           
                              A szélvédő külső felületének vagy bármely homályosító sötétítés peremétől számított 25 mm-en belüli terület. Ez a terület nem érintheti az A kiterjesztett vizsgálati területet.
                           
                        
            
                  2.5.
               
               
                  Az alappontok meghatározása (lásd a 3. ábrát)
                  Az alappontok a szélvédő külső felületének és a V pontokból előre kiinduló vonalak keresztmetszetén találhatóak:
                  
                              2.5.1.
                           
                           
                              A felső függőleges alappont a V1-től előre és a vízszintes felett 7°-kal (Pr1),
                           
                        
                              2.5.2.
                           
                           
                              Az alsó függőleges alappont a V2-től előre és a vízszintes alatt 5°-kal (Pr2),
                           
                        
                              2.5.3
                           
                           
                              A vízszintes alappont a V1-től előre és 17°-kal balra (Pr3),
                           
                        
                              2.5.4.
                           
                           
                              Három további alappont a 2.5.1–2.5.3. pontokban meghatározott pontokkal a jármű hosszanti középsíkjához viszonyítva szimmetrikusan (P'r1, P'r2, P'r3).
                           
                        
                     1. ábra
                  
                  
                     „A” vizsgálati terület (példa balkormányos járműre)
                  
                  
                     
                  
                     2a. ábra
                  
                  
                     „B” csökkentett vizsgálati terület (példa balkormányos járműre) – a felső sötétített terület a 2.4.2.2. szakaszban meghatározottak szerint
                  
                  
                     
                  
                     2b. ábra
                  
                  
                     „B” csökkentett vizsgálati terület (példa balkormányos járműre) – a felső sötétített terület a 2.4.2.1. szakaszban meghatározottak szerint
                  
                  
                     
                  
                     3. ábra
                  
                  
                     Alappontok meghatározása (példa balkormányos járműre)
                  
                  
                     
               
            
         (1)  De figyelemmel arra a tényre, hogy a 2.5. pontban meghatározott alappontoknak az átlátszó területen kell lenniük.
      
         (2)  A szélvédő külső felületén és az 1. sík nyomvonalán mérve.
      
         (3)  A szélvédő másik oldalára a jármű hosszanti középsíkjához viszonyítva a 3. síkkal szimmetrikus sík.
      
         (4)  A szélvédő másik oldalára a 8. sík.
   
   
      19. MELLÉKLET
      
         Eljárás a h pont és a járműben utazó személy törzsének különböző üléshelyzetekben bezárt tényleges dőlésszögének meghatározására
      
      1.   CÉL
      A mellékletben leírt eljárás segítségével meghatározható a H pont és a járműben utazó személy törzsének egy vagy több üléshelyzetben bezárt szöge, valamint ellenőrizhető a mért adatok és a jármű gyártója által megadott tervezési adatok kapcsolata (1).
      2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
      Ezen melléklet alkalmazásában:
      
                  2.1.
               
               
                  A „referenciaadatok” az üléshelyzet alábbi (egy vagy több) jellemzői:
                  
                              2.1.1.
                           
                           
                              a H pont és az R pont, valamint azok kapcsolata,
                           
                        
                              2.1.2.
                           
                           
                              a törzs tényleges dőlésszöge és a törzs tervezési dőlésszöge, valamint azok kapcsolata.
                           
                        
            
                  2.2.
               
               
                  A „háromdimenziós H pont vizsgáló eszköz” (háromdimenziós H pont próbabábu) a H pont és a törzs tényleges dőlésszögének meghatározására szolgáló eszköz. Az eszköz leírását a melléklet 1. függeléke tartalmazza,
               
            
                  2.3.
               
               
                  A „H pont” az alábbi 3. szakasz szerint a jármű ülésébe szerelt háromdimenziós H pont próbabábu törzsének és combjának forgási középpontja. A H pont az eszköz középvonalának középpontjában helyezkedik el, a háromdimenziós H pont próbabábu két oldalán található H pont beállító gombok között. A H pont elméletileg megfelel az R pontnak (a tűréshatárok értékét az alábbi 3.2.2. szakasz tartalmazza). A H pont, a 4. szakaszban leírt eljárással történő meghatározását követően, az üléspárna-szerkezethez képest állandónak tekinthető, és az ülés állításakor azzal együtt mozog,
               
            
                  2.4.
               
               
                  Az „R pont” vagy az „ülés vonatkoztatási pontja” a jármű gyártója által az üléshelyzetekhez megállapított tervezési pont, amelyet a háromdimenziós kooordinátarendszer figyelembe vételével határoz meg.
               
            
                  2.5.
               
               
                  A „törzsvonal” a háromdimenziós H pont próbabábu középvonala, amikor a bábu a leghátsó pozícióban van,
               
            
                  2.6.
               
               
                  A „törzs tényleges dőlésszöge” a H ponton áthaladó függőleges vonal és a törzsvonal által bezárt, a háromdimenziós H pont próbabábun a hát dőlésszögének beállítására szolgáló kvadránssal mért szöget jelenti. A törzs tényleges dőlésszöge elméletileg megfelel a törzs tervezési dőlésszögének (a tűréshatárok értékét az alábbi 3.2.2. szakasz tartalmazza).
               
            
                  2.7.
               
               
                  A „törzs tervezési dőlésszöge” az R ponton áthaladó függőleges vonal és a törzs vonala között mért szög, olyan helyzetben amikor az háttámla a jármű gyártója által tervezett pozícióban van.
               
            
                  2.8.
               
               
                  Az „utas középsíkja” (CPO) a kiválasztott üléshelyzetekben elhelyezett háromdimenziós H pont próbabábu középső síkját jelenti. A H pont Y tengelyen elfoglalt koordinátájával ábrázolható. Önálló ülések esetében az ülés középsíkja egybeesik az utas középsíkjával. Egyéb ülések esetében az utas középsíkját a gyártó határozza meg.
               
            
                  2.9.
               
               
                  A „háromdimenziós koordinátarendszer” a melléklet 2. függelékében leírt rendszer,
               
            
                  2.10.
               
               
                  A „vonatkoztatási pontok” a jármű gyártója által a járműtesten meghatározott fizikai pontok (lyukak, felületek, jelölések vagy bemélyedések),
               
            
                  2.11.
               
               
                  A „jármű mérési helyzete” a járműnek a háromdimenziós koordinátarendszerben a vonatkoztatási pontok koordinátái által meghatározott helyzete.
               
            3.   ELŐÍRÁSOK
      3.1.   Adatszolgáltatás
      Minden olyan üléshelyzetre vonatkozóan, amelyeknél referenciaadatokkal kell bizonyítani az ebben az előírásban rögzített rendelkezéseknek való megfelelést, a következő adatokat kell, összességében vagy a megfelelő adatokat kiválasztva, benyújtani a melléklet 3. függelékében megadott formában:
      
                  3.1.1.
               
               
                  az R pont koordinátái a háromdimenziós koordinátarendszerben,
               
            
                  3.1.2.
               
               
                  a törzs tervezési dőlésszöge,
               
            
                  3.1.3.
               
               
                  az ülésnek (ha állítható) az alábbi 4.3. szakasz szerinti mérési helyzetbe történő állításához szükséges jelölések.
               
            3.2.   A mért adatok és a tervezett műszaki adatok kapcsolata
      
                  3.2.1.
               
               
                  A H pont koordinátáit és a törzs tényleges dőlésszögének értékét, melyet a 4. szakaszban rögzített eljárással lehet megállapítani, össze kell hasonlítani az R pont koordinátáival és a jármű gyártója által megadott tervezett törzs-dőlésszög értékével.
               
            
                  3.2.2.
               
               
                  Az R pont és a H pont relatív pozícióját, valamint a törzs tervezési dőlésszöge és tényleges dőlésszöge közötti kapcsolatot az üléshelyzet szempontjából akkor lehet megfelelőnek tekinteni, ha a koordinátái által meghatározott H pont egy 50 mm hosszú vízszintes és függőleges oldalú négyzetbe esik, melynek átlói metszik az R pontot, és ha a törzs tényleges dőlésszöge a törzs tervezési dőlésszögének 5°-os tartományában található.
               
            
                  3.2.3.
               
               
                  Ha ezek a feltételek teljesülnek, az R pont és a törzs tervezési dőlésszöge felhasználható az előírásban szereplő rendelkezéseknek való megfelelés bizonyítására.
               
            
                  3.2.4.
               
               
                  Amennyiben a H pont vagy a törzs tényleges dőlésszöge nem felel meg a fenti 3.2.2. szakaszban rögzített követelményeknek, a H pontot és a törzs tényleges dőlésszögét még kétszer meg kell határozni (összesen háromszor). Ha a három művelet közül kettő eredményei megfelelnek a követelményeknek, a 3.2.3. szakaszban rögzített feltételek lépnek érvénybe.
               
            
                  3.2.5.
               
               
                  Amennyiben a 3.2.4. szakaszban leírt három művelet közül legalább kettő eredményei nem felelnek meg a 3.2.2. szakasz követelményeinek, vagy ha a vizsgálat nem végezhető el, mert a jármű gyártója nem adta meg az R pont helyzetére vagy a törzs tervezési dőlésszögére vonatkozó adatokat, a három mért pont geometriai súlypontját vagy a három mért szög átlagát kell érvényes értékként alkalmazni és figyelembe venni minden olyan esetben, amikor az előírásban utalás történik az R pontra vagy a törzs tervezési dőlésszögére.
               
            4.   ELJÁRÁS A „H”-PONT ÉS A JÁRMŰBEN UTAZÓ SZEMÉLY TÖRZSÉNEK KÜLÖNBÖZŐ ÜLÉSHELYZETEIBEN
      
                  4.1.
               
               
                  A gyártó, saját belátása szerint, 20 ± 20 °C hőmérsékletre előfűtheti a járművet annak érdekében, hogy az ülés anyag elérje a szobahőmérsékletet. Amennyiben a vizsgálandó ülést korábban még nem használták, egy 70–80 kg súlyú személynek helyet kell foglalnia az ülésen, vagy egy ugyanilyen súlyú eszközt kell az ülésre ültetni, kétszer egy percig, hogy a párna és a háttámla meghajoljon. A gyártó kérésére a háromdimenziós H pont próbabábu beszerelése előtt legalább 30 percig nem szabad terhelni az üléseket.
               
            
                  4.2.
               
               
                  A járműnek a fenti 2.11. szakaszban meghatározott mérési helyzetben kell lennie.
               
            
                  4.3.
               
               
                  Az ülést (amennyiben állítható) először a leghátsó szokásos vezetési vagy utazási pozícióba kell állítani a jármű gyártójának előírásai szerint, úgy, hogy csak az ülés hosszirányú beállítását veszik figyelembe, a szokásos vezetési vagy utazási helyzettől eltérő célokra használt ülés mozgását pedig figyelmen kívül hagyják. Ha az üléseket egyéb módon is be lehet állítani (függőleges, szögbeállítás, háttámla-beállítás stb.), akkor ezeket a beállításokat a jármű gyártójának előírásai szerint kell elvégezni. Rugózott ülések esetén a függőleges helyzetet szilárdan rögzíteni kell a gyártó által előírt szokásos vezetési helyzetnek megfelelően.
               
            
                  4.4.
               
               
                  Az ülés háromdimenziós H pont próbabábuval érintkező felületét megfelelő méretű és szerkezetű muszlinanyaggal kell letakarni, amely a műszaki leírásában cm2-ként 18,9 fonalat tartalmazó és 0,228 kg/m2 súlyú normál pamutszövetként, illetve ugyanilyen jellemzőkkel rendelkező kötött vagy nem szőtt anyagként szerepel. Amennyiben a vizsgálatot a járműből kiszerelt ülésen hajtják végre, a padlónak, amelyre az ülést helyezik, ugyanolyan lényegi jellemzőkkel (2) kell rendelkeznie, mint a jármű padlójának, ahol az ülést használni szeretnék.
               
            
                  4.5.
               
               
                  Helyezze el a háromdimenziós H pont próbabábu ülőfelületet és hátat reprezentáló részét úgy, hogy az utas középsíkja (CPO) egybeessen a háromdimenziós H pont próbabábu középsíkjával. A gyártó kérésére a háromdimenziós H pont próbabábut a járművön belül a CPO síkhoz képest el lehet mozdítani, ha a járművön kívüli bábu olyan messze van, hogy az ülés pereme miatt nem lehet a bábukat egy szintbe állítani.
               
            
                  4.6.
               
               
                  Csatlakoztassa a bábu lábfejét és alsó lábszárát az ülőfelülethez kézzel, vagy a T rúd és az alsó lábszár segítségével. A H pont beállító gombokat összekötő vonalnak párhuzamosnak kell lennie a talajjal és merőlegesnek az ülés hosszanti középsíkjára.
               
            
                  4.7.
               
               
                  állítsa be a háromdimenziós H pont próbabábu lábfejét és lábát a következők szerint:
                  
                              4.7.1.
                           
                           
                              vezetési és külső első utaspozíció
                              
                                          4.7.1.1.
                                       
                                       
                                          A lábfejeket és a lábakat előre kell tolni olyan módon, hogy a lábfejek természetes helyzetet vegyenek fel a padlón, szükség esetén a pedálok között. Ha lehetséges, a bal lábfejet körülbelül ugyanolyan távolságban kell elhelyezni a háromdimenziós H pont próbabábu középsíkjának bal oldalától, mint a jobb lábfejet a középsík jobb oldalától. A háromdimenziós H pont próbabábu keresztirányú dőlésének beállítására szolgáló libellát, ha szükséges, vízszintes helyzetbe lehet állítani az ülőfelület utánállításával, vagy a láb és a lábfej hátratolásával. A H pont beállító gombokat összekötő vonalnak merőlegesen kell állnia az ülés hosszanti középsíkjára.
                                       
                                    
                                          4.7.1.2.
                                       
                                       
                                          Ha a bal lábat nem lehet párhuzamosan tartani a jobb lábbal, és a bal lábfejet nem támasztja meg a járműszerkezet, tolja előre a bal lábfejet, amíg meg nem tudja támasztani. A beállító gomboknak folyamatosan egy vonalban kell állniuk.
                                       
                                    
                        
                              4.7.2.
                           
                           
                              Külső hátsó ülések:
                              A hátsó üléseken vagy pótüléseken a próbabábu lábait a gyártó előírásainak megfelelően kell beállítani. Amennyiben a lábfejek a padló különböző magasságú részein helyezkednek el, az első ülést elsőként érintő lábfejet kell referenciapontnak tekinteni, a második lábfejet pedig úgy kell elhelyezni, hogy a bábu ülőfelülete a keresztirányú dőlés beállítására szolgáló vízmérték szerint vízszintes legyen.
                           
                        
                              4.7.3.
                           
                           
                              Egyéb ülések:
                              A fenti 4.7.1. szakaszban leírt általános eljárást kell követni azzal a kivétellel, hogy a lábfejet a jármű gyártójának előírásai szerint kell elhelyezni.
                           
                        
            
                  4.8.
               
               
                  Helyezze fel a terhelősúlyokat az alsó lábszárra és a combra, és állítsa vízszintes helyzetbe a háromdimenziós H pont próbabábut.
               
            
                  4.9.
               
               
                  Döntse előre a próbabábu hátrészét az elülső ütközőig, és a T rúd segítségével távolítsa el a próbabábut a háttámlától. Az alábbi módszerek egyikével helyezze vissza a háromdimenziós H pont próbabábut az ülésre:
                  
                              4.9.1.
                           
                           
                              Ha a háromdimenziós H pont próbabábu elkezd hátrafelé csúszni, kövesse az alábbi eljárást: engedje hátracsúszni a próbabábut addig a pontig, amikor a T rúdra ható, vízszintesen előre irányuló terhelésre már nincs szükség, vagyis amikor a bábu háta érintkezik az ülés háttámlájával. Helyezze át az alsó lábszárat, ha szükséges.
                           
                        
                              4.9.2.
                           
                           
                              Ha a háromdimenziós H pont próbabábu nem csúszik hátrafelé, kövesse az alábbi eljárást: tolja hátra a próbabábut a T rúd vízszintesen hátrafelé irányuló terhelésével, amíg az ülőfelület nem érintkezik a háttámlával (lásd a melléklet 1. függelékében szereplő 2. ábrát).
                           
                        
            
                  4.10.
               
               
                  A csípőszögmérő és a T rúd burkolatának metszéspontjában alkalmazzon 100 ± 10 N terhelést a háromdimenziós H pont próbabábu hátából és ülőfelületéből álló szerelvényre. A terhelés irányát a fenti metszéspont és a combok beállítására szolgáló tengely burkolata feletti ponton áthaladó vonal mentén kell megtartani (lásd a melléklet 1. függelékében szereplő 2. ábrát). Ezután engedje vissza óvatosan a bábu hátrészét a háttámlára. Az eljárás hátralevő részében ügyelni kell arra, hogy a háromdimenziós H pont próbabábu ne csússzon előre.
               
            
                  4.11.
               
               
                  Helyezze fel az ülőfelület jobb és bal oldalára a terhelősúlyokat, majd másik lehetőségként a törzs terhelésére szolgáló nyolc darab súlyt. A háromdimenziós H pont próbabábunak vízszintes helyzetben kell maradnia.
               
            
                  4.12.
               
               
                  A háttámlára irányuló nyomás feloldása érdekében döntse előre a próbabábu hátrészét. Lendítse ki oldalra a háromdimenziós H pont próbabábut 10°-kal (a függőleges középsík mindkét oldalára 5°-kal) három teljes ciklusban a próbabábu és az ülés között felhalmozódott feszültség feloldása érdekében.
                  A lendítési művelet során lehet, hogy a háromdimenziós H pont próbabábu T rúdja eltér a megadott vízszintes és függőleges vonaltól. Ezért a T rudat a lengő mozdulatok közben megfelelő nagyságú oldalerő kifejtésével kell megtartani. A T rúd megtartása és a háromdimenziós H pont próbabábu lendítése során ügyeljen arra, hogy kívülről ne fejtsen ki véletlenül erőt függőleges irányban, előre vagy hátrafelé.
                  A művelet során nem kell visszatartani vagy megtartani a próbabábu lábfejét. Ha a lábfejek változtatják pozíciójukat, akkor abban a helyzetben kell hagyni őket.
                  Óvatosan engedje vissza a bábu hátát a háttámlára, és ellenőrizze, hogy a két vízmérték vízszintes helyzetben van-e. Amennyiben a kilendítő művelet során elmozdult a próbabábu lába, a következő lépések végrehajtásával kell visszahelyezni:
                  Felváltva, csak a szükséges mértékben, emelje fel mindkét lábfejet a padlóról, amíg a lábfej mozgása meg nem szűnik. A felemelés során a lábfejek szabadon elfordulhatnak, nem kell elülső vagy oldalsó terhelősúlyokat alkalmazni. Ha mindkét lábfejet visszahelyezte a padlóra, a saroknak érintkeznie kell az erre a célra tervezett szerkezettel.
                  Ellenőrizze, hogy az oldalirányú szintező vízszintes helyzetben van-e. Ha szükséges, helyezzen fel megfelelő nagyságú oldalsó terhelősúlyt a bábu hátrészének tetejére, melynek hatására a háromdimenziós H pont próbabábu ülőfelülete egy szintbe kerül az üléssel.
               
            
                  4.13.
               
               
                  Tartsa meg a T rudat, hogy a próbabábu ne csússzon előre az üléspárnán, és közben végezze el az alábbi műveleteket:
                  
                              a)
                           
                           
                              engedje vissza a bábu hátrészét a háttámlára,
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              felváltva fejtsen ki legfeljebb 25 N nagyságú vízszintesen hátrafelé irányuló erőt a hát dőlésszögének beállítására szolgáló tengelyre, körülbelül a törzs terhelősúlyainak közepe magasságában, majd oldja ki, amíg a csípőszögmérő nem jelzi, hogy a terhelés kioldása után a bábu stabil helyzetben van. Ügyelni kell arra, hogy a háromdimenziós H pont próbabábut ne érje kívülről lefelé vagy oldalról ható erő. Ha a próbabábut ismételten szintbe kell állítani, fordítsa előre a bábu hátrészét, szintezze be, és ismételje meg az eljárást a 4.12. szakasztól kezdve.
                           
                        
            
                  4.14.
               
               
                  Végezze el a következő méréseket:
                  
                              4.14.1.
                           
                           
                              A H pont koordinátáit a háromdimenziós koordinátarendszer figyelembe vételével kell meghatározni.
                           
                        
                              4.14.2.
                           
                           
                              A törzs tényleges dőlésszögét a hát dőlésszögének beállítására szolgáló kvadránsról lehet leolvasni, amikor a bábu a leghátsó pozícióban van.
                           
                        
            
                  4.15.
               
               
                  Amennyiben célszerű megismételni a háromdimenziós H pont próbabábu beszerelését, előtte legalább 30 percig nem szabad terhelni az ülést. Az ülésre helyezett háromdimenziós H pont próbabábut csak a vizsgálat elvégzésének idejére szabad terhelősúlyokkal felszerelni.
               
            
                  4.16.
               
               
                  Ha az ugyanabban a sorban lévő ülések azonosnak tekinthetők (ülőpad, azonos ülések stb.) minden egyes üléssor esetében csak egy H pontot és egy tényleges törzs-dőlésszöget kell meghatározni úgy, hogy a melléklet 1. függelékében leírt háromdimenziós H pont próbabábut olyan ülésre helyezik, amelyet a teljes sorra nézve reprezentatívnak tekintenek. Ez a hely
                  
                              4.16.1.
                           
                           
                              az első sor esetében a vezetőülés,
                           
                        
                              4.16.2.
                           
                           
                              a hátsó sor vagy sorok esetében egy külső ülés.
                           
                        
            
         (1)  Az első ülésektől eltérő üléshelyzetekben, ahol a H pontot nem lehet a háromdimenziós H pont vizsgáló eszközzel vagy eljárásokkal meghatározni, az illetékes hatóság, saját döntése szerint, a gyártó által megadott R pontot veheti figyelembe referenciapontként.
      
         (2)  Dőlésszög, magassági eltérés az üléstartó szerelvényhez képest, felület textúrája stb.
      
         1. FÜGGELÉK
         
            A háromdimenziós H pont vizsgáló eszköz leírása
             (1)
         
         
            (Háromdimenziós H pont próbabábu)
         
         1.   HÁT ÉS ÜLŐFELÜLET
         A próbabábu háta és ülőfelülete merevített műanyagból és fémből készül, az emberi test törzsét és combjait szimulálják, és a H pontban csuklópánttal vannak felfüggesztve. A H pontban felfüggesztett próbabábuhoz erősített kvadráns a törzs tényleges dőlésszögének mérésére szolgál. Az ülőfelülethez csatlakozó, a comb beállítására szolgáló állítható tengely segítségével határozható meg a comb középvonala, és ez a csípőszögmérő alapvonala.
         2.   TÖRZS ÉS LÁBAK
         Az alsó lábszárak a térdeket csuklósan összekötő T rúdnál kapcsolódnak az ülőfelülethez, amely a comb beállítására szolgáló állítható tengely oldalsó meghosszabbítása. A térd dőlésszögének mérése érdekében a kvadránsok az alsó lábszárakba vannak beépítve. A cipőt és a lábfejet reprezentáló részek kalibrálva vannak a lábfej dőlésszögének méréséhez. Az eszköz két vízmérték segítségével állítható be a térben. A törzs terhelősúlyait a megfelelő gravitációs középpontokban kell elhelyezni, hogy az ülésre ható nyomás egy 76 kg-os férfi súlyának feleljen meg. Ügyelni kell arra, hogy a háromdimenziós H pont próbabábu valamennyi illesztése szabadon mozogjon jelentős súrlódás nélkül.
         
            1.   ábra
         
         
            A háromdimenziós H pont próbabábu alkotóelemeinek megnevezése
         
         
            
         
            2.   ábra
         
         
            A háromdimenziós H pont próbabábu méretei és terhelésének megoszlása
         
         
            
         
            (1)  A háromdimenziós H pont vizsgáló eszköz felépítéséről bővebb tájékoztatást kérhet a Society of Automobile Engineers (SAE) társaságtól (400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, Amerikai Egyesült Államok).
         Az eszköz megfelel az ISO 6549-1980 szabványban leírt műszaki adatoknak.
      
      
         2. FÜGGELÉK
         
            A HÁROMDIMENZIÓS KOORDINÁTARENDSZER
         
         
                     1.
                  
                  
                     A háromdimenziós koordinátarendszert a jármű gyártója által megállapított három merőleges sík határozza meg (lásd az ábrát) (1).
                  
               
                     2.
                  
                  
                     A jármű mérési helyzete a következőképpen határozható meg: a járművet a támasztófelületre kell helyezni úgy, hogy a vonatkoztatási pontok koordinátái megfeleljenek a gyártó által megadott értékeknek.
                  
               
                     3.
                  
                  
                     Az R pont és a H pont koordinátáit a jármű gyártója által megállapított vonatkoztatási pontokhoz viszonyítva kell meghatározni.
                  
               
            Ábra
         
         
            A háromdimenziós koordinátarendszer
         
         
            
         
            (1)  A koordinátarendszer megfelel az ISO 4130-1978 szabvány előírásainak
      
      
         3. FÜGGELÉK
         
            ÜLÉSHELYZETEKRE VONATKOZÓ REFERENCIAADATOK
         
         1.   REFERENCIAADATOK KÓDOLÁSA
         Az üléshelyzetekre vonatkozó referenciaadatok folytatólagosan vannak felsorolva. Az üléshelyzetek kétjegyű kód alapján azonosíthatók. Az első jegy egy arab szám, amely az üléssor számát mutatja a jármű elejétől hátrafelé számolva. A második jegy egy nagybetű, amely az ülésnek a sorban elfoglalt helyét mutatja a jármű előrehaladási irányából nézve. A következő betűk használhatók:
         
                     L = bal
                  
                  
                     C = középső
                  
                  
                     R = jobb
                  
               2.   A JÁRMŰ MÉRÉSI HELYZETÉNEK LEÍRÁSA
         2.1.   Vonatkoztatási pontok koordinátái
         X …
         Y …
         Z …
         3.   REFERENCIAADATOK FELSOROLÁSA
         3.1.   Üléshelyzet: …
         3.1.1.   R pont koordinátái:
         X …
         Y …
         Z …
         3.1.2.   Törzs tervezési dőlésszöge: …
         3.1.3.   Az ülés beállítására vonatkozó előírások (1)
         
         vízszintes: …
         függőleges: …
         szögben: …
         törzsszög: …
         
                     Megjegyzés:
                  
                  
                     A további üléshelyzetekre vonatkozó referenciaadatokat a 3.2, 3.3 stb. pontban sorolhatja fel.
                  
               
            (1)  A nem kívánt rész törlendő.
      
   
   
      20. MELLÉKLET
      
         A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
      
      1.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
      E melléklet alkalmazásában:
      1.1.   „Terméktípus”: az összes, azonos fő jellemzőkkel rendelkező üvegezés;
      1.2.   „Vastagsági osztály”: az összes olyan üvegezés, amelyek összetevő részeinek vastagsága a megengedett tűrésen belül van;
      1.3.   „Gyártóegység”: egy vagy több üvegtáblatípus gyártására alkalmas, ugyanazon helyen lévő összes gyártólétesítmény, több gyártósort is magában foglalhat;
      1.4.   „Műszak”: azon gyártási időtartam, amelyet ugyanazon gyártósor a napi munkaórák alatt teljesít;
      1.5.   „Gyártási sorozat”: ugyanazon műszakban, ugyanazon gépsoron azonos terméktípus gyártásával folyamatosan eltöltött időtartam;
      1.6.   „Ps”: ugyanazon műszakban, ugyanazon terméktípusból gyártott ablaküvegek száma;
      1.7.   „Pr”: az egy gyártási sorozat alatt ugyanazon terméktípusból előállított ablaküvegek száma.
      2.   VIZSGÁLATOK
      Az ablaküvegeken a következő vizsgálatokat kell elvégezni:
      2.1.   Edzett üvegből készült szélvédők
      
                  2.1.1.
               
               
                  Szilánkostörés-vizsgálat a 4. melléklet 2. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.1.2.
               
               
                  Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.1.3.
               
               
                  Optikai torzítás vizsgálata a 3. melléklet 9.2. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.1.4.
               
               
                  Kettős kép kialakulásának vizsgálata a 3. melléklet 9.3. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            2.2.   Egyenletesen edzett ablaküvegek
      
                  2.2.1.
               
               
                  Szilánkostörés-vizsgálat a 5. melléklet 2. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.2.2.
               
               
                  Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.2.3.
               
               
                  Szélvédőként használt üvegtáblák esetében:
                  
                              2.2.3.1.
                           
                           
                              Optikai torzítás vizsgálata a 3. melléklet 9.2. szakaszának követelményeivel összhangban.
                           
                        
                              2.2.3.2.
                           
                           
                              Kettős kép kialakulásának vizsgálata a 3. melléklet 9.3. szakaszának követelményeivel összhangban.
                           
                        
            2.3.   Közönséges rétegelt üvegezésű szélvédő és üveg–műanyag szélvédőüvegek
      
                  2.3.1.
               
               
                  Fejformás ütésvizsgálat a 6. melléklet 3. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.3.2.
               
               
                  2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat a 6. melléklet 4.2. szakaszával és a 3. melléklet 2.2. szakaszával összhangban.
               
            
                  2.3.3.
               
               
                  Hőállóság vizsgálata a 3. melléklet 5. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.3.4.
               
               
                  Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.3.5.
               
               
                  Optikai torzítás vizsgálata a 3. melléklet 9.2. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.3.6.
               
               
                  Kettős kép kialakulásának vizsgálata a 3. melléklet 9.3. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.3.7.
               
               
                  Csak üveg–műanyag szélvédőüvegek esetében:
                  
                              2.3.7.1.
                           
                           
                              Kopásállósági vizsgálat a 9. melléklet 2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
                           
                        
                              2.3.7.2.
                           
                           
                              Nedvességállóság vizsgálata a 9. melléklet 3. szakaszának követelményeivel összhangban.
                           
                        
                              2.3.7.3.
                           
                           
                              Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11.2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
                           
                        
            2.4.   Nem szélvédők céljára szolgáló közönséges, rétegelt üveg és üveg–műanyag táblák
      
                  2.4.1.
               
               
                  227 g-os golyóval végzett vizsgálat a 7. melléklet 4. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.4.2.
               
               
                  Hőállóság vizsgálata a 3. melléklet 5. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.4.3.
               
               
                  Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.4.4.
               
               
                  Csak üveg–műanyag üvegezés esetében:
                  
                              2.4.4.1.
                           
                           
                              Kopásállósági vizsgálat a 9. melléklet 2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
                           
                        
                              2.4.4.2.
                           
                           
                              Nedvességállóság vizsgálata a 9. melléklet 3. szakaszának követelményeivel összhangban.
                           
                        
                              2.4.4.3.
                           
                           
                              Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11.2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
                           
                        
            
                  2.4.5.
               
               
                  A fenti követelmények teljesítettnek tekinthetők, amennyiben a megfelelő vizsgálatokat egy ugyanolyan összetételű szélvédőn már elvégezték.
               
            2.5.   Kezelt rétegelt szélvédőüveg
      
                  2.5.1.
               
               
                  Az e melléklet 2.3. szakasza szerinti vizsgálatokon túl szilánkostörés-vizsgálatot is kell végezni a 8. melléklet 4. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            2.6.   Műanyaggal fedett ablaküvegek
      Az e melléklet különböző szakaszaiban előírt vizsgálatokon túl az alábbi vizsgálatokat is el kell végezni:
      
                  2.6.1.
               
               
                  Kopásállósági vizsgálat a 9. melléklet 2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.6.2.
               
               
                  Nedvességállóság vizsgálata a 9. melléklet 3. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            
                  2.6.3.
               
               
                  Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11.2.1. szakaszának követelményeivel összhangban.
               
            2.7.   Kettős üvegezésű egységek
      
                  2.7.1.
               
               
                  Változatlan gyakorisággal és ugyanazon követelményeknek megfelelően azon vizsgálatokat kell elvégezni, amelyeket a kettős üvegezésű egységet alkotó ablaküvegekre e melléklet előír.
               
            
                  2.7.2.
               
               
                  Kettős üvegezésű egységek esetében a fényátbocsátás mérését a 3. melléklet 9.1. szakasza követelményeivel összhangban kell elvégezni.
               
            2.8.   Nem szélvédők céljára szolgáló merev műanyag üvegezés
      
                  2.8.1.
               
               
                  227 g-os golyóejtési vizsgálat a 14. melléklet 5. szakaszával összhangban.
               
            
                  2.8.2.
               
               
                  Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszával összhangban.
               
            
                  2.8.3.
               
               
                  Kopásvizsgálat a 14. melléklet 6.1. szakaszával összhangban.
               
            
                  2.8.4.
               
               
                  Keresztbe vágásos vizsgálat a 14. melléklet 6.3. szakaszával összhangban.
                  Megjegyzés: A fenti 2.8.2. szakasz szerinti vizsgálat csak akkor érvényesül, ha az üvegezés a vezető kilátását befolyásoló helyen van.
                  A fenti 2.8.4. szakasz szerinti vizsgálatot a 14. melléklet 6.2. szakasza szerinti vizsgálatnak alá nem vetett mintákon végzik el.
               
            
                  2.8.5.
               
               
                  Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11. szakaszával összhangban.
               
            2.9.   Nem szélvédők céljára szolgáló hajlékony műanyag üvegezés
      
                  2.9.1.
               
               
                  227 g-os golyóejtési vizsgálat a 15. melléklet 4. szakaszával összhangban.
               
            
                  2.9.2.
               
               
                  Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszával összhangban.
                  Megjegyzés: A fenti 2.9.2. szakasz szerinti vizsgálat csak akkor érvényesül, ha az üvegezés a vezető kilátását befolyásoló helyen van.
               
            
                  2.9.3.
               
               
                  Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11.2.1. szakaszával összhangban.
               
            2.10.   Merev műanyag kettős üvegezésű egységek
      
                  2.10.1.
               
               
                  227 g-os golyóejtési vizsgálat a 16. melléklet 5. szakaszával összhangban.
               
            
                  2.10.2.
               
               
                  Fényátbocsátás mérése a 3. melléklet 9.1. szakaszával összhangban.
                  Megjegyzés: A fenti 2.10.2. szakasz szerinti vizsgálat csak akkor érvényesül, ha az üvegezés a vezető kilátását befolyásoló helyen van.
               
            
                  2.10.3.
               
               
                  Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata a 3. melléklet 11. szakaszával összhangban.
               
            3.   A VIZSGÁLATOK GYAKORISÁGA ÉS EREDMÉNYE
      3.1.   Szilánkostörés-vizsgálat
      3.1.1.   Vizsgálatok
      
                  3.1.1.1.
               
               
                  Az első vizsgálati sorozatot – amely az ezen előírás szerinti ütési pontokon való szilánkos törésből áll – minden új típusú üvegtábla gyártásának kezdetekor el kell végezni a szilánkos törésnek leginkább kitett szakasz megállapítása érdekében. A vizsgálatok eredményét feljegyzik.
                  Edzett üvegből készült szélvédők esetében e vizsgálatsorozatot csak akkor kell elvégezni, ha ezen üvegtáblatípusnak az éves termelési mennyisége meghaladja a 200 egységet.
               
            
                  3.1.1.2.
               
               
                  A gyártási sorozat közben az ellenőrző vizsgálatot csak a 3.1.1.1. szakasz szerinti törési ponton kell elvégezni.
               
            
                  3.1.1.3.
               
               
                  Minden gyártási sorozat megkezdésekor, illetve a színezés változtatását követően ellenőrzést kell végezni.
               
            
                  3.1.1.4.
               
               
                  A gyártási sorozat alatt az ellenőrző vizsgálatokat legalább az alábbi gyakorisággal kell végezni:
                  
                              Edzett üvegből készült szélvédők
                           
                           
                              Nem szélvédő céljára szolgáló, edzett ablaküvegek
                           
                           
                              Kezelt rétegelt szélvédőüveg
                           
                        
                              Gys ≤ 200: gyártási sorozatonként egy törés
                           
                           
                              Gym ≤ 500: műszakonként kétszer
                           
                           
                              Típusonként 0,1 %.
                           
                        
                              Gys > 200: 4 gyártási óránként egy törés
                           
                           
                              Gym > 500: műszakonként kétszer
                           
                           
                               
                           
                        
            
                  3.1.1.5.
               
               
                  A gyártási sorozat végén egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni az utoljára gyártott ablaküvegek egyikén.
               
            
                  3.1.1.6.
               
               
                  Ha a gyártott darabszám (Pr) < 20, úgy gyártási sorozatonként csak egy szilánkostörés-vizsgálatot kell végezni.
               
            3.1.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni, ideértve azokat is, melyeknél nem készült maradandó felvétel a törésmintáról.
      Ezenkívül műszakonként egyszer rögzíteni kell a törésmintát, kivéve ha a darabszám (Pr) ≤ 500. ez utóbbi esetben a törésmintát gyártási sorozatonként csak egyszer kell rögzíteni.
      3.2.   Fejformás ütésvizsgálat
      3.2.1.   Vizsgálatok
      Az ellenőrzést a rétegelt üvegből egy gyártósoron egy nap alatt gyártott szélvédők legalább 0,5 %-ának megfelelő mennyiségű mintán kell elvégezni. naponta legfeljebb 15 szélvédőt kell vizsgálni.
      A kiválasztott mintáknak reprezentatívaknak kell lenniük a különféle legyártott szélvédőtípusok tekintetében.
      Az illetékes hatóság jóváhagyásával e vizsgálatok helyett a 2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat (lásd az alábbi 3.3. pontot) is elvégezhető. a fejformás ütésvizsgálatot minden esetben vastagsági osztályonként és évente legalább két szélvédőn el kell végezni.
      3.2.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.
      3.3.   2 260 g-os golyóval végzett vizsgálat
      3.3.1.   Vizsgálatok
      Az ellenőrzést vastagsági osztályonként legalább havonta egyszer el kell végezni.
      3.3.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.
      3.4.   227 g-os golyóval végzett vizsgálat
      3.4.1.   Vizsgálatok
      A próbadarabokat mintákból kell kivágni. gyakorlati megfontolásokból azonban a vizsgálatok késztermékeken vagy azok részein is elvégezhetők.
      Az ellenőrzést olyan mennyiségű mintán kell elvégezni, amely az egy műszakra jutó termelés 0,5 %-ának felel meg, legfeljebb azonban napi 10 mintával.
      3.4.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.
      3.5.   Hőállóság vizsgálata
      3.5.1.   Vizsgálatok
      A próbadarabokat mintákból kell kivágni. gyakorlati megfontolásokból azonban a vizsgálatok késztermékeken vagy azok részein is elvégezhetők. ez utóbbiakat úgy kell kiválasztani, hogy valamennyi közbenső réteg a használatának megfelelő arányban legyen megvizsgálva.
      Az ellenőrzést közbenső rétegszínenként, a napi termelésből vett legalább három mintán kell elvégezni.
      3.5.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.
      3.6.   Fényátbocsátás
      3.6.1.   Vizsgálatok
      E vizsgálatot a színezett késztermékből vett reprezentatív mintákon kell elvégezni.
      A vizsgálatot minden gyártási sorozatnak legalább a kezdetén el kell végezni, ha bármiféle olyan változás van az üvegtábla jellemzőiben, amely befolyásolhatja a vizsgálat eredményeit.
      Nem kell vizsgálni azon üvegtáblákat, amelyeknek a típusjóváhagyás során mért rendes fényáteresztése szélvédők esetén legalább 75 %, valamint amelyek az V. kategóriába tartoznak (lásd ezen előírás 5.5.2.szakaszát).
      E vizsgálat helyett, edzettüveg-táblák esetében az üveg szállítója benyújthat egy, a fenti követelményekkel való megfelelőséget tanúsító bizonyítványt is.
      3.6.2.   Eredmények
      A rendes fényátbocsátás értékét fel kell jegyezni. Emellett homályosító sötétítéssel ellátott szélvédőknél azt is ellenőrizni kell az előírás 3.2.1.2.2.4. pontja szerinti rajzok alapján, hogy e sávok kívül esnek-e a B vizsgálati zónán vagy I’ övezeten, járműkategóriától függően, melyhez a szélvédőt tervezték. a homályosító sötétítésnek meg kell felelnie a 18. melléklet rendelkezéseinek.
      3.7.   Optikai torzítás és kettős kép kialakulása
      3.7.1.   Vizsgálatok
      Minden szélvédőt meg kell vizsgálni a látható hibák felderítése érdekében. emellett az ebben az előírásban meghatározott módszerekkel vagy bármely más, hasonló eredményeket adó módszerekkel méréseket kell végezni a különböző kilátási területeken legalább az alábbi gyakorisággal:
      
                   
               
               
                  ha a darabszám (Ps) ≤ 200, úgy műszakonként legalább egy próbadarab vételezése szükséges,
               
            
                   
               
               
                  ha a darabszám (Ps) > 200, úgy műszakonként legalább kettő próbadarab vételezése szükséges,
               
            
                   
               
               
                  ha a teljes termelés 1 %-a, a mintákat úgy kell kiválasztani, hogy jellemezzék a teljes termelést.
               
            3.7.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.
      3.8.   Kopásállósági vizsgálat
      3.8.1.   Vizsgálatok
      E vizsgálatot csak műanyaggal fedett, üveg–műanyag és műanyag ablaküvegeken kell elvégezni. Havonta és műanyag bevonat vagy műanyag típusonként legalább egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni.
      3.8.2.   Eredmények
      A fényszórási eredményekről feljegyzést kell készíteni.
      3.9.   Nedvességállóság vizsgálata
      3.9.1.   Vizsgálatok
      E vizsgálatot csak műanyaggal fedett és üveg–műanyag üvegezéseken kell elvégezni. Havonta és műanyag bevonat vagy műanyag típusonként legalább egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni.
      3.9.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.
      3.10.   Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata
      3.10.1.   Vizsgálatok
      E vizsgálatot csak műanyaggal fedett, üveg–műanyag és műanyag ablaküvegeken kell elvégezni. Havonta és műanyag bevonat vagy műanyag típusonként legalább egy ellenőrző vizsgálatot kell végezni.
      3.10.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.
      3.11.   Keresztbe vágásos vizsgálat
      3.11.1.   Vizsgálatok
      Ezt a vizsgálatot csak kopásálló bevonattal ellátott merev műanyag üvegezésen kell elvégezni. Hetente és műanyagonként, illetve bevonatonként legalább egy vizsgálatot kell végezni olyan mintákon, melyek nem estek át szimulált időjárási vizsgálaton (a 14. melléklet 6.2. szakasza).
      Az időjárást szimuláló vizsgálaton átesett mintákon háromhavonta kell vizsgálatot végezni.
      3.11.2.   Eredmények
      Valamennyi eredményt fel kell jegyezni.
   
   
      21. MELLÉKLET
      
         A biztonsági üvegezés járművekbe való beszerelésére irányadó rendelkezések
      
      1.   ALKALMAZÁSI KÖR
      Ez a melléklet határozza meg a biztonsági üvegezés M, N és O (1) kategóriájú járművekbe való beszerelésére vonatkozó rendelkezéseket az utasok biztonsági szintjének, és különösen a vezető számára valamennyi forgalmi helyzetben magas szintű – nem csak előre, de hátrafelé és oldalra is – kilátás biztosítása érdekében.
      Nem vonatkozik a lenti 2.3. szakaszban meghatározott páncélozott járművekre.
      2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
      E melléklet alkalmazásában:
      
                  2.1.
               
               
                  „Jármű” minden gépjármű és pótkocsija, melyet közúti használatra terveztek, legalább négy kereke van és legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a zárt sínpályán mozgó járművek és a mozgó munkagépek kivételével;
               
            
                  2.2.
               
               
                  „Járműkategóriák” a motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) 7. mellékletének meghatározása szerint elfogadott besorolás megfelelő kategóriájába tartozó járműsorozatok (1);
               
            
                  2.3.
               
               
                  Különleges célú jármű, „motoros lakókocsi”, „páncélozott jármű”, „mentő”, „halottaskocsi”, „átalakítható jármű” a motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (1) 7. mellékletének meghatározása szerint;
               
            
                  2.4.
               
               
                  „Kétszintes jármű” a 107. sz. előírás 2.1.2. szakaszának meghatározása szerint.
               
            3.   AZ M, N és O KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
      
                  3.1.
               
               
                  A biztonsági üvegezést úgy kell beszerelni, hogy az a jármű szokásos üzemi körülményeiből eredő feszültségek ellenére helyén maradjon és folyamatosan biztosítsa a kilátást és a jármű utasainak biztonságát,
               
            
                  3.2.
               
               
                  A biztonsági üvegezésen szerepelnie kell a megfelelő, az előírás 5.4. szakaszában meghatározott alkatrész típus-jóváhagyási jelnek, melyet szükség szerint az 5.5. szakaszban meghatározott kiegészítő jelöléseknek kell követniük.
               
            4.   AZ M ÉS N KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK (1)
      
      4.1.   Szélvédők
      
                  4.1.1.
               
               
                  A rendes fényátbocsátás 70 %.nál kevesebb nem lehet.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  A szélvédőnek az ahhoz a járműtípushoz jóváhagyottnak kell lennie, melybe azt be kívánják szerelni.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  A szélvédőt a vezető R pontjához képest kell megfelelően beszerelni.
               
            
                  4.1.4.
               
               
                  A 40 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű járművek nem szerelhetőek fel edzett szélvédőüveggel.
               
            4.2.   Biztonsági üvegezés a szélvédők és térelválasztó üvegezés kivételével
      4.2.1.   A járművezető előre irányuló látómezőjét biztosító biztonsági üvegezés
      
                  4.2.1.1.
               
               
                  A járművezető ezen előírás 2.18.1. pontjában meghatározott első látóterét biztosító biztonsági üvegezésnek legalább 70 %-os rendes fényátbocsátással kell rendelkeznie.
               
            
                  4.2.1.2.
               
               
                  A műanyag biztonsági üvegezésen emellett fel kell tüntetni az előírás 5.5.5. és 5.5.7. pontjában meghatározott /B/L jelölést.
               
            4.2.2.   A vezető hátsó látóterét biztosító biztonsági üvegezés
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  Az előírás 2.18.2. pontjában meghatározott biztonsági üvegezésnek legalább 70 %-os fényátbocsátásúnak kell lennie, de két oldalsó visszapillantó tükör beszerelése setében az övegezés fényátbocsátása lehet 70 % alatti is, feltéve hogy azon szerepel az előírás 5.5.2. szakaszában meghatározott V jelölés.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               
                  A műanyag biztonsági üvegezésen emellett fel kell tüntetni az előírás 5.5.5. és 5.5.7. pontjában meghatározott A/L vagy B/L jelölést.
                  Ehelyett az átalakítható járművek lehajtható tetőjében lévő hátsó üvegezésen szerepelhet a /B/M további jelölés.
                  Az átalakítható járművek lehajtható tetőjében lévő hátsó üvegezés készülhet hajlékony műanyag ablakból.
               
            4.2.3.   Egyéb biztonsági üvegezés
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  Az előírás 2.18.1. és 2.18.2. szakaszának fogalommeghatározása körébe nem tartozó biztonsági üvegezésen szerepelnie kell az előírás 5.5.2. pontjában meghatározott V további jelölésnek, ha a fényátbocsátása 70 % alatti.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  A műanyag biztonsági üvegezésen emellett fel kell tüntetni az előírás 5.5.5., 5.5.6., és 5.5.7. pontjában meghatározott további jelölések egyikét. Ha azonban a jármű utasszállításra szolgál, nem lehet /C/L vagy /C/M további jelöléssel ellátott üvegezést beszerelni olyan helyekre, ahol a fejjel való ütközés kockázata fennáll.
               
            4.2.4.   Kivételek
      Műanyag biztonsági üvegezés esetében az e melléklet 4.2.2.2. és 4.2.3.2. pontjában említett kopásállósági rendelkezések nem vonatkoznak az alább felsorolt járművekre és üvegezési helyekre:
      
                  a)
               
               
                  mentők;
               
            
                  b)
               
               
                  halottaskocsik;
               
            
                  c)
               
               
                  pótkocsik, ideértve a lakókocsikat is;
               
            
                  d)
               
               
                  napfénytetők és a jármű tetején elhelyezett ablakok;
               
            
                  e)
               
               
                  a kétszintes jármű felső emeletén elhelyezett minden üvegezés;
               
            Kopásvizsgálat/jelölés nem szükséges.
      4.3.   Különleges követelmények
      
                  4.3.1.
               
               
                  Valamennyi előre néző, nem szélvédő üvegezésnek rétegelt üvegből vagy az előírás 5.5.5. és 5.5.7. szakaszaiban meghatározott /A további jelölést viselő műanyag üvegezésből kell készülnie.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  A 4.3.1. szakasz nem vonatkozik a 40 km/h alatti legnagyobb tervezési sebességű járművekre.
               
            
         (1)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: a legutóbb a 4. módosítással módosított TRANS/WP.29/78/1. javított változat/2. módosítás) 7. mellékletének meghatározása szerint.